Source: http://docplayer.fi/3641302-Tuhkarakentamisen-kasikirja-energiantuotannon-tuhkat-vayla-kentta-ja-maarakenteissa.html
Timestamp: 2017-02-26 03:47:49+00:00
Document Index: 16016245

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

1 TUHKARAKENTAMISEN KÄSIKIRJA Energiantuotannon tuhkat väylä-, kenttä- ja maarakenteissa2 Tuhkarakentamisen käsikirja Verkkojulkaisu, PDF Kannen kuva: Olli Kiviniemi, Ramboll 2010 Ramboll Vohlisaarentie 2 B LUOPIOINEN P F3 Esipuhe Voimalaitostuhkien hyötykäyttömahdollisuudet maarakentamisessa ovat laajentuneet luvun aikana teknologian, sovellusten ja lainsäädännön osalta. Tuhkien hyötykäytön yhtenä esteenä on ollut kattavan ohjeen puuttuminen. Tämä ohje korvaa Finergyn vuonna 2000 julkaiseman Tuhkarakentamisohjeen, koostaa yhteen muita vastaavia ohjeita ja julkaisuja sekä päivittää aiempien ohjeiden tietoja tämän hetkisellä tiedolla. Tämän ohjeen ovat rahoittaneet Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Infra ry, Yara Suomi Oy, Nordkalk Oy sekä Ramboll Finland Oy. Ohjeen laatimista varten perustettiin ohjausryhmä, jonka työskentelyyn ovat osallistuneet: Harri Jussila, UPM-Kymmene Oyj Matti Nuutila, Energiateollisuus ry Pia Oesch, Energiateollisuus ry Pasi Patrikainen, Pohjois-Savon ELY-keskus Else Peuranen, Ympäristöministeriö Asko Pöyhönen, Pohjois-Savon ELY-keskus Pia Rämö, Infra ry Jaakko Soikkeli, Vapo Oy Kati Takala, Energiateollisuus ry Tiina Vuoristo, Metsäteollisuus ry Juha Forsman, Ramboll Finland Oy Pentti Lahtinen, Ramboll Finland Oy Ohjeen kirjoittajana ovat toimineet DI Olli Kiviniemi, DI Janne Sikiö, DI Harri Jyrävä, DI Susanna Ollila, FM Merja Autiola, DI Marjo Ronkainen, FM Noora Lindroos TkT Pentti Lahtinen sekä DI Juha Forsman Ramboll Finland Oy:stä. Ohje on tarkoitettu tuhkan tuottajille, rakennuttajille, suunnittelijoille, urakoitsijoille sekä lupaviranomaisille.4 5 Tuhkarakentamisen käsikirja 3 Sisällysluettelo ESIPUHE... 3 SISÄLLYSLUETTELO... 3 MERKINNÄT JOHDANTO... 6 A-OSA: MATERIAALIT TUHKAMATERIAALIT Tuhkalaadut Tuhkien tuotteistus Tuhkien ympäristökelpoisuus TUHKIEN TEKNISET OMINAISUUDET JA NIIDEN LUOKITTELU Geotekniset indeksiominaisuudet Lujittumisominaisuudet Tuhkien luokittelun periaatteet TUHKASEOSMATERIAALIT Fosfokipsi Rikastushiekka Kuitusavi B-OSA: SOVELLUKSET TUHKIEN JA MUIDEN SIVUTUOTTEIDEN KÄYTTÖ MAARAKENTAMISESSA Massiiviset lentotuhkarakenteet Pohjatuhkakerrosrakenteet Rakenteet tuhkaseosmateriaaleista Tuhkapohjaiset sideaineseokset stabilointiin TUHKAT PÄÄLLYSRAKENTEISSA Suunnittelun erityispiirteet Mitoitus ja parametrit Kuormituskestävyysmitoitus Routamitoitus Työohjeistus PENGER-, TÄYTTÖ- JA YMPÄRISTÖRAKENNESOVELLUKSET HEIKKOLAATUISTEN MASSOJEN STABILOINTI Massasyvästabilointi Prosessistabilointi Muut stabiloinnit C-OSA: RAKENNUTTAMINEN TUHKAT RAKENNUTTAMISEN KANNALTA ILMOITUSMENETTELY- JA YMPÄRISTÖLUPAKÄYTÄNTÖ... 406 4 Tuhkarakentamisen käsikirja 11 TALOUDELLISTEN JA YMPÄRISTÖLLE KOITUVIEN HYÖTYJEN LASKEMINEN Tuhkarakentamisen kustannukset Elinkaariarviointi D-OSA: RAKENTAMINEN MATERIAALIEN KÄSITTELY, VARASTOINTI JA LOGISTIIKKA Käsittely ja kuljetus Varastointi ja sen vaikutus tuhkan laatuun Kuivavarastointi Varastointi kostutettuna Varastoinnin vaikutus tuhkien tekniseen laatuun Sekoitusmenetelmät TUHKARAKENTAMINEN Materiaaliketju ja sen suunnittelu Työn suunnittelu Työmenetelmät ja toteutus Massiivilentotuhkarakenteet Pohjatuhkarakenteet Kerrosstabilointi Työturvallisuus Toimintamenettely tuhkarakenteen elinkaaren lopussa LAADUNVARMISTUS Materiaalintuottajan laadunvalvonta Materiaalien välivarastoinnin ja käsittelyn laadunvalvonta Rakentamisen laadunvalvonta Tuhkamateriaali Tiivistyskokeet ja lujuuskoekappaleet Tiiveysmittaukset Kerrospaksuudet Rakentamisen dokumentointi KIRJALLISUUSLUETTELO LIITTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa /591 MARA-ilmoitusmalli Rakennevaihtoehtotarkastelu Esimerkkihankkeet Tuhkantuottajat Suomessa7 Tuhkarakentamisen käsikirja 5 Merkinnät As Arseeni AVI Aluehallintovirasto Ba Barium CaO Kalsiumoksidi CBR California Bearing Ratio Cd Kadmium Cl - Kloridi Co Koboltti Cr Kromi Cu Kupari d raekoko DOC Liuennut orgaaninen hiili (dissolved organic carbon) E 50 -moduuli 50 % murtotilan kuormitusta vastaava muodonmuutosmoduuli ELY-keskus Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus F - Fluoridi Hg Elohopea JS Jäätymis-sulamiskestävyys KJ400 Masuunikuonajauhe LT Lentotuhka LTx Lentotuhka, käyttöluokka x MARA-asetus Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (VNa 591/2006 ja VNa403/2009) Näytteen kuivamassa m d Mn Mangaani Mo Molybdeeni m w Näytteen sisältämän veden massa Ni Nikkeli PAH Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (Polycyclic aromatic hydrocarbons) Pb Lyijy PCB Polyklooratut bifenyylit (polychlorinated biphenyl) PT Pohjatuhka PTx Pohjatuhka, käyttöluokka x Sb Antimoni Se Seleeni -2 SO 4 Sulfaatti TBT Tributyylitina UUMA Uusiomaarakentaminen V Vanadiini w Geotekninen vesipitoisuus (m w /m d ) w opt Optimaalinen vesipitoisuus YSe Yleissementti YVA Ympäristövaikutusten arviointi Zn Sinkki Maksimi kuivairtotiheys ρ d,max8 6 Tuhkarakentamisen käsikirja 1 Johdanto Uusiomaarakentamisella eli UUMA-rakentamisella pyritään vähentämään uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä. Valtakunnallinen uusiomaarakentamista edistävä UUMA-ohjelma käynnistettiin ympäristöministeriön toimesta vuonna Tuhkat muodostavat merkittävän mahdollisuuden UUMA-rakentamisen edistämisessä. Materiaalina tuhkat, erityisesti lentotuhkat eroavat tavanomaisista kiviaineksista sementinkaltaisten lujittumisominaisuuksiensa sekä huokoisten rakeidensa puolesta. Eroavien ominaisuuksien vuoksi tuhkien tehokas hyötykäyttö vaatii käyttäjiltä perehtymistä, mutta toisaalta tuhkarakentamisella voidaan saavuttaa etuja tavanomaisilla materiaaleilla tehtyyn rakentamiseen verrattuna. Tuhkia voidaan käyttää maarakentamisessa monipuolisesti. Täytöissä ja kerrosrakenteissa niitä voidaan käyttää sekä sellaisenaan että seosmateriaalina yhdessä muiden teollisuuden sivutuotteiden kanssa. Tutkittuja sivutuotteita ovat muun muassa kuitusavi, sivutuotekipsi ja rikastushiekka. Lisäksi lentotuhkia voidaan käyttää monipuolisesti sellaisenaan tai muiden sivutuotteiden, kuten kipsin kanssa erilaisten stabilointien sideaineseoksissa korvaamaan kaupallisia sideaineita. Tuhkia muodostuu Suomessa noin 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Määrä on pieni verrattuna Suomessa vuosittain käytettävään 100 miljoonan tonnin kiviainesmäärään, mutta paikallisesti tuhkilla voidaan vähentää merkittävästi neitseellisen kiviaineksen käyttöä. Hyötyvaikutus korostuu erityisesti tiheämmin asutuilla alueilla, jossa kiviaineksia voidaan joutua hankkimaan kaukaa rakennuskohteesta. Tässä ohjeessa on käyty läpi tuhkarakentamiseen liittyvät menetelmät, tarvittavat taustatiedot sekä materiaalia koskevat säädökset. Esitetyt ratkaisut perustuvat eri ohjeista koottuihin tietoihin ja tutkimushankkeista saatuihin kokemuksiin. Ohje on pyritty kirjoittamaan siten, että siitä olisi hyötyä kaikille tuhkien hyötykäytön parissa toimiville tahoille.9 Tuhkarakentamisen käsikirja 7 A-osa: Materiaalit10 8 Tuhkarakentamisen käsikirja 2 Tuhkamateriaalit Energiantuotannon polttoprosesseissa sivutuotteina muodostuu tuhkaa, jonka laatu riippuu polttoprosessista, polttoaineesta ja tuhkanerotustekniikasta. Tuhka on lähtökohtaisesti luokiteltu jätteeksi, joten sen hyödyntämistä sääntelee jätelaissa (646/2011, voimassa ) ja ympäristönsuojelulaissa (86/2000 ja 647/2011, voimassa ) sekä niiden alaisissa asetuksissa asetetut säädökset. Tuhkien hyödyntäminen maarakentamisessa vaatii tällä hetkellä jäteluokituksen takia joko ilmoittamismenettelyn tai ympäristöluvan (ks. luku 10 Ilmoitusmenettely- ja ympäristölupakäytäntö). Tulevaisuudessa tuhkat voidaan mahdollisesti tuotteistaa maarakennuskäytössä, jolloin niitä ei enää luokitella jätteeksi. 2.1 Tuhkalaadut Polttoprosessissa palamattomat aineet muodostavat tuhkan. Tuhkalaadut luokitellaan Suomessa niiden keräyspaikan (pohja- ja lentotuhka) ja polttoprosessin polttoainekoostumuksen mukaan kivihiilen polton-, seospolton- sekä rinnakkaispolton tuhkiin (Taulukko 2.1). Taulukko 2.1 Suomessa tuhkien luokitteluun käytetyt määritelmät. Keräyspaikka Polttoainekoostumus Nimike Pohjatuhka Lentotuhka Kivihiilen poltto Seospoltto Rinnakkaispoltto Määritelmä Kattilan pohjalle kerääntyvä tai poistettavan leijupetimateriaalin mukana poistuva tuhkajae Savukaasuista erotettava tuhkajae Kivihiilen polton lentotuhka Tavanomaisten polttoaineiden seospoltto Jätteiden ja tavanomaisten polttoaineiden rinnakkaispoltto voimaan tuleva Eurooppalainen toissijaisten kiviainesten standardi (CEN/TC 154/WG 12) tosin luokittelee tuhkat hieman erillä tavalla (Taulukko 2.2), joten luokittelukäytäntö voi muuttua jatkossa myös Suomessa. Taulukko 2.2 Eurooppalaisen toissijaisten kiviainesten standardin (CEN/TC 154/WG 12) mukaiset määritelmät tuhkien luokitteluun. Standardi on tulossa voimaan Lähde Tunnus Määritelmä B Yhdyskuntajätteenpoltto C Kivihiilen poltto I Muut B1 B2 C1 C2 C3 C4 C5 I1 I2 I3 Yhdyskuntajätteenpolton pohjatuhka Yhdyskuntajätteenpolton lentotuhka Kivihiilen pölypolton lentotuhka Kivihiilen leijupetipolton lentotuhka ( C) Kivihiilen kattilakuona ( C) Kivihiilen arinapolton pohjatuhka Kivihiilen leijupetipolton lentotuhka ( C) Paperilietteenpolton tuhka Vedenkäsittelyjätteenpolton tuhka Biomassatuhka11 Tuhkarakentamisen käsikirja 9 Pohja- ja lentotuhkan suhteelliset määrät riippuvat polttotekniikasta. Yleisimmät polttotekniikat ovat arina- ja leijupoltto. Arinapolton ja leijupolton pohjatuhkat eroavat toisistaan huomattavasti, koska leijupolton tukiaineena käytettävää hiekkaa on myös pohjatuhkassa. Arinapoltossa tuhkan partikkelijakauma on suurempi ja pohjatuhka sisältää myös hienompia jakeita. Alla olevassa taulukossa on esitetty lentotuhkan ja pohjatuhkan jakautuminen leijukerros- ja arinapoltossa. Taulukko 2.3 Polttoprosessityypin vaikutus tuhkien muodostumiseen. Koottu eri lähteistä. Leijukerrospoltto Arinapoltto Lentotuhkan osuus % 5 40 % Pohjatuhkan osuus 0 20 % % Erityistä - rikinpoistoprosessi - mahdollista polttaa hyvin erilaisia polttoaineita - pohjatuhkassa leijukerrosmateriaalia eli luonnonhiekkaa - syötetään mahdollisesti kalkkia - hehkutushäviö usein keskimääräistä suurempi 2.2 Tuhkien tuotteistus EY-säädösten mukaan on olemassa tuotteita tai jätteitä. Tuotteistamisen myötä aine tai materiaali pyritään saamaan jätelainsäädännön ulkopuolelle. Tuotteistamiselle ei ole kuitenkaan ollut selkeää menettelyä, mikä on vaikeuttanut myös tuhkien tuotteistusta. Tilanne on muuttumassa uuden EU:n jätedirektiivin myötä, joka sisältää tuotteistamisen kannalta tärkeän sivutuotemääritelmän ja ns. End of Waste -kriteerit eli kriteerit jätteeksi luokittelun päättymisestä. Tuotteistamisen myötä aine tai esine tulee tuotesäätelyn piiriin ja materiaalin valmistukseen sekä käyttöön sovelletaan kemikaalilainsäädäntöä ja REACH-asetusta. Uudessa jätelaissa on kirjattu menettely tuotteistamiselle sivutuotemääritelmän kautta, mutta käytännössä menettelyä ei ole vielä sovellettu tuhkien maarakentamiskäytölle. On todennäköistä, että tulevaisuudessa tuhkaa tulee olemaan markkinoilla sekä jätteeksi luokiteltuna että tuotteeksi luokiteltuna riippuen käyttösovelluksesta. Ns. jätetuhka ja tuotetuhka voivat olla teknisiltä ja ympäristöllisiltä ominaisuuksiltaan hyvin samanlaisia, mutta luokittelu ja tuhkaan sovellettava lainsäädäntö riippuvat siitä, onko tuhkan tuottaja käynyt läpi tuotteistamiseen liittyvät menettelyt. CE-merkintä on EU-direktiiveihin (mm. rakennustuotedirektiiviin) perustuva vaatimustenmukaisuusmerkintä, jonka merkitys on kasvanut myös infrarakentamisessa käytettävien rakennustuotteiden hyväksymismenettelyissä. Tulevaisuudessa myös tuotetuhkien vaatimusten mukaisuus voidaan osoittaa CE-merkinnällä. Tuotteistamisessa maarakentamiseen käytettävien tuhkien tekniset ominaisuudet on selvitettävä, mikäli niitä ei tunneta ennestään. Selvitettävien ominaisuuksien arvot ovat voimalaitosja polttoprosessikohtaisia sekä riippuvat myös kyseisellä hetkellä käytetystä polttoainekoostumuksesta. Mikäli voimalaitoksen polttoainekoostumus vaihtelee paljon eri vuodenaikoina, on suositeltavaa selvittää vähintään maarakentamiskäytön kannalta tärkeimmät ominaisuudet eli optimivesipitoisuus, maksimikuivairtotiheys, lujittumispotentiaali, jäätymis-sulamisrasituskestävyys, routivuus ja lämmönjohtavuus. Lisäksi myös haitta-aineiden pitoisuudet ja liukoisuudet tulee olla tiedossa.12 10 Tuhkarakentamisen käsikirja 2.3 Tuhkien ympäristökelpoisuus Tuhkien jäteluokituksen vuoksi niiden ympäristökelpoisuus tulee osoittaa, mikäli tuhkia aiotaan hyödyntää rakentamisessa. Tuhkien ympäristökelpoisuutta voidaan arvioida tutkimalla haitta-aineiden kokonaispitoisuuksia ja liukoisuuksia. Niin sanotun MARA-asetuksen (VNa 403/2009) raja-arvot alittavat tuhkat soveltuvat hyötykäyttöön asetuksessa mainittuihin sovelluksiin ilmoitusperiaatteella. Muissa tapauksissa hyötykäyttö edellyttää muiden lupaprosessien läpikäymistä ja soveltuvuuden arvioimista riskinarvioinnin kautta. Lupa-asioita on käsitelty tarkemmin luvussa 10 Ilmoitusmenettely- ja ympäristölupakäytäntö. Lentotuhkien haitta-aineiden liukoisuudet voivat muuttua erilaisten käsittelyiden vaikutuksesta. Muun muassa seuraavanlaisia käsittelyjä voidaan tehdä lentotuhkalle: A. Lentotuhkan vanhentaminen: Varastointi kostutettuna, jolloin tapahtuu mineralisoitumista, joka sitoo eräitä haitta-aineita niukkaliukoiseen muotoon (mm. barium ja fluoridi). B. Lentotuhkan stabiloiminen tai seostaminen: Ominaisuuksien jalostaminen side- tai seosaineilla, joilla voidaan side- tai seosaineesta riippuen pienentää eräiden haittaaineiden liukoisuuksia C. Lentotuhkan tiivistäminen: Tiivistyminen ja lujittuminen rakenteessa voi myös vaikuttaa haitta-aineiden liukoisuuksiin Lentotuhkien ympäristökelpoisuutta voi mahdollisesti parantaa edellä lueteltujen käsittelyjen kautta. Oleellisinta on pienentää tapauskohtaisesti lentotuhkien kriittisempien haittaaineiden liukoisuuksia. Koska tietyillä toimenpiteillä voidaan vaikuttaa vain tiettyjen haittaaineiden liukoisuuksiin, materiaalit tulee tutkia laboratoriossa tapauskohtaisesti. Eräiden haitta-aineiden liukoisuudet voivat myös kasvaa toimenpiteiden vaikutuksesta. Kun tämä huomioidaan, voidaan suunnitella materiaalien kannalta paras mahdollinen toimenpide lentotuhkakohtaisesti. Alla on esitetty esimerkkinä millaisia tuloksia eräillä tuhkilla ja seosaineilla on saavutettu eräiden haitta-aineiden osalta. Kuvissa on esitetty VNa 403/2009 mukaiset raja-arvot peitetylle ja päällystetylle rakenteelle.13 Tuhkarakentamisen käsikirja 11 Kuva 2.1 Tiivistämisen vaikutus seleenin ja sulfaatin liukoisuuksiin eräillä kivihiili- ja turvetuhkilla. (Ollila 2011) Kuva 2.2 Vanhentamisen vaikutus bariumin ja fluoridin liukoisuuksiin kahden eri tehtaan biotuhkilla. (Ollila 2011) Kuva 2.3 Seostamisen vaikutus sinkin ja lyijyn liukoisuuteen lentotuhkan ja kuitusaven seoksilla (lyijyn peitetyn rakenteen raja-arvo on 0,5 mg/kg ka ja päällystetyn rakenteen raja-arvo on 1,5 mg/kg ka.). (Ollila 2011) Kuva 2.4 Stabiloinnin ja tiivistämisen vaikutus fluoridin ja sulfaatin liukoisuuksiin kivihiilija turvetuhkilla. (Ollila 2011)14 12 Tuhkarakentamisen käsikirja 3 Tuhkien tekniset ominaisuudet ja niiden luokittelu Tuhkamateriaaleille voidaan määrittää geotekniset indeksiominaisuudet vastaavilla menetelmillä kuin luonnon kiviaineksille. Lentotuhkien käyttäytymiseen rakenteissa vaikuttaa geoteknisten indeksiominaisuuksien lisäksi myös lujittumisominaisuudet, jotka vaikuttavat lopputuotteen tekniseen laatutasoon merkittävästi. Pohjatuhkilla lujittumisominaisuuksien esiintyminen on niin vähäistä, että ne voi jättää käytännössä huomioimatta. 3.1 Geotekniset indeksiominaisuudet Taulukossa 3.1 on esitetty lento- ja pohjatuhkien geoteknisten indeksiominaisuuksien ominaisarvoja. Taulukon tietoja on suositeltavaa käyttää lähinnä viitteellisenä informaationa. Käyttökohteen kannalta olennaiset ominaisuudet tulee selvittää ennen käyttöä. Lisäksi on suositeltavaa tehdä jatkuvaa laadunvaihteluseurantaa rakentamisen kannalta tärkeille parametreille (optimivesipitoisuus, maksimikuivairtotiheys, alkuperäinen vesipitoisuus ja puristuslujuus/rasituskestävyys), erityisesti, jos voimalaitoksella käytettävä polttoaine vaihtelee eri vuodenaikoina tai prosessiin tehdään muutoksia. Tässä osiossa on käsitelty lisäksi tuhkien iän ja polttoaineiden vaikutusta tärkeimpien ominaisuuksien arvoihin sekä vertailtu niitä luonnon kiviaineksien vastaaviin arvoihin. Taulukko 3.1 Tuhkien geoteknisten indeksiominaisuuksien tyypillisiä ominaisarvoja (Koostettu: Rambollin aineistot, Rudus 2008 ja Finergy 2000) Ominaisuus Olosuhde Lentotuhka Pohjatuhka Rakeisuus [mm] 0,002 0,1 (siltti) 0, (hiekka) Optimivesipitoisuus [%] Maksimikuivairtotiheys [kg/m 3 ] Märkäirtotiheys tiivistettynä [kg/m 3 ] Kitkakulma [ ] Koheesio [kpa] Vedenläpäisevyys [m/s] lujittumaton lujittunut lujittumaton lujittunut lujittumaton lujittunut Hehkutushäviö [%] Lämmönjohtavuus [W/mK] Segregaatiopotentiaali [mm 2 /Kh] sula 0,4 0,6 0,9 jäätynyt 0,8 0,05 5 <0,215 Kuivairtotiheys [ kg/m 3 ] Tuhkarakentamisen käsikirja 13 Rakeisuus Lentotuhkan rakeisuus vaihtelee geoteknisen maalajiluokituksen mukaan siltin ja hiekkaisen siltin välillä (Kuva 3.1). Hienoaineksen (d 0,06) määrä on %. Keskimääräinen raekoko d 50 on noin 0,02 0,05 mm. Tuoreet tuhkat sijoittuvat yleisimmin jakauman vasempaan reunaan eli ne sisältävät selkeästi enemmän hienoainesta. Kasavarastoituna rakeisuusjakauma muuttuu vähitellen karkeampaan suuntaan. Pitkään tiivistettynä olleet kasavarastoidut tuhkat ovat voineet muodostaa suhteellisen suuriakin kokkareita, jotka useimmiten saadaan hienonnettua mekaanisen käsittelyn, kuten aumasekoituksen avulla. Pohjatuhkan rakeisuus vaihtelee geoteknisen maalajiluokituksen mukaan hienon hiekan ja hienon soran välillä (Kuva 3.1). Kuva 3.1 Tuhkien rakeisuuksien tyypilliset vaihtelualueet. Alueelle 1 sijoittuvat maaainekset luokitellaan routiviksi. Hyvin lujittuvat lentotuhkat ovat routivuuteen viittaavasta rakeisuudestaan huolimatta usein routimattomia. Alueiden 2 4 materiaalit ovat routimattomia, mikäli käyrät eivät leikkaa vasemmanpuoleista rajakäyrää. Pohjatuhkat sijoittuvat kuitenkin useimmiten kokonaan alueille 3 tai 4. Optimivesipitoisuus Materiaalin optimivesipitoisuudella tarkoitetaan vesipitoisuutta, jossa materiaali saavuttaa suurimman kuivatilavuuspainon. Tuhkien optimivesipitoisuudet ovat verrattain korkeita, ollen lentotuhkilla % ja pohjatuhkilla %. Lentotuhkien optimivesipitoisuus vaihtelee merkittävästi tuhkan iän ja polttoprosessissa käytetyn polttoaineen mukaan, minkä vuoksi sen tarkistaminen on aina suositeltavaa ennen rakentamista (Kuva 3.2). Yleisesti ottaen tuoreiden tuhkien optimivesipitoisuus on pienempi kuin vanhojen kasavarastoitujen tuhkien. Vastaavasti myös kivihiilituhkien optimivesipitoisuus on yleensä pienempi kuin seospolttoperäisten tuhkien w opt = 35,0 %, ρ d max = 1250 kg/m w opt = 27,5 %, ρ d max = 1425 kg/m 3 w opt = 32,0 %, ρ d max = 1350 kg/m 3 w opt = 39,0 %, ρ d max = 1215 kg/m 3 w opt = 35,0 %, ρ d max = 1290 kg/m Vesipitoisuus [ % ] Kuva 3.2 Erään voimalaitoksen lentotuhkalle eri vuodenaikoina tehtyjen optimivesipitoisuus- ja maksimikuivairtotiheysmääritysten tulokset. Kaikki näytteet on otettu yhden vuoden sisällä.16 Lämmönjohtavuus [W/Km] kuivairtotiheys [kg/m 3 ] 14 Tuhkarakentamisen käsikirja Tiheys Tuhkat ovat korkeasta huokoisuudestaan johtuen tiheydeltään kiviaineksia kevyempiä. Lentotuhkilla korkea optimivesipitoisuus rakenteessa tosin tasoittaa käytännössä tätä eroa. Yleisesti kuitenkin raskaammilla ja karkeammilla lentotuhkilla optimivesipitoisuus on pienempi kuin kevyemmillä ja hienorakeisilla lentotuhkilla. Kuljetuksen aikana lentotuhka painaa keskimäärin kg/m 3. Alla olevassa kuvassa on vertailtu eri maarakentamiseen soveltuvien materiaalien kuivairtotiheyksiä. Kuva 3.3 Kitkakulma ja koheesio 0 Sora Hiekka Lentotuhka Pohjatuhka Kevytsora Eri rakentamiseen soveltuvien materiaalien kuivairtotiheyksiä. Vihreä väri kuvaa arvojen vaihteluväliä. Lentotuhka vastaa välimaalajeja, joiden leikkauslujuus muodostuu koheesiosta ja kitkasta. Kitkakulman ja koheesion arvot muuttuvat lentotuhkan lujittumisen myötä. Pohjatuhka vastaa hiekkamaisen rakeisuutensa vuoksi kitkamaalajeja. Vedenläpäisevyys Tiivistetyillä lentotuhkilla vedenläpäisevyys on tyypillisesti m/s. Pienehkö vedenläpäisevyys on huomioitava erityisesti tierakentamiskohteilla, joita ei päällystetä. Jos lentotuhkakerroksen pintaa ei muotoilla tarpeeksi kaltevaksi, vesi voi kerääntyä tuhkakerroksen päälle, mistä seuraa pintakelirikon riski tai mahdollisesti tuhkakerroksen pehmenemistä. Pohjatuhkan vedenläpäisevyys ja kapillaarisuus vastaavat yleensä rakeisuudeltaan samanlaisen luonnonmaamateriaalin tyypillisiä arvoja. Hehkutushäviö Palamattoman aineksen osuus lentotuhkassa eli hiilijäännös vaikuttaa tuhkan lujittumiseen. Palamattoman aineksen pitoisuuden (hehkutushäviö) tulisikin tuhkissa olla mahdollisimman alhainen. Hehkutushäviön voidaan sanoa olevan maarakentamisen kannalta alhainen, mikäli se on < 5 % ja korkea, kun se on >10 %. Lämmönjohtavuus Materiaalin lämmönjohtavuus on routamitoituksessa tarvittava ominaisuus. Lämmönjohtavuuteen vaikuttavat materiaalin ominaisuuksien ohella sen vesipitoisuus ja lämpötila. Tuhkien lämmönjohtavuudet ovat suuremman huokostilan vuoksi rakeisuudeltaan vastaavia kiviaineksia alhaisempia. Vedellä kylläisessä tilassa tuhkan lämmönjohtavuudet nousevat hieman korkeammalle tasolle. Alla olevassa kuvassa on vertailtu eri luonnonmateriaalien lämmönjohtavuutta lentotuhkan ja kevytsoran lämmönjohtavuuksiin. Kuva ,5 2 1,5 1 0,5 0 Sora Hiekka Lentotuhka Kevytsora Eri rakentamiseen soveltuvien materiaalien lämmönjohtavuuksia. Vihreä väri kuvaa arvojen vaihteluväliä.17 Tuhkarakentamisen käsikirja 15 Routivuus Lentotuhkat sijoittuvat rakeisuutensa perusteella voimakkaasti routivalle alueelle (Kuva 3.1), mutta lujittumiskyvyn vuoksi lentotuhkien segregaatiopotentiaali jää useimmiten vastaavalla rakeisuusalueella esiintyviä silttejä huomattavasti alhaisemmaksi. Tuhkien routivuutta arvioidaan routanousukokeella määritetyn segregaatiopotentiaalin arvon perusteella. Hyvin lujittuvat ja jäätymis-sulamissyklejä kestävät lentotuhkat sijoittuvat lähes poikkeuksetta routivuusluokituksessa luokkaan routimaton (Taulukko 3.2). Heikommin lujittuvat ja huonosti jäätymissulamissyklejä kestävät tuhkat luokitellaan useimmiten lievästi routivaan tai routivaan luokkaan. Routivuuden arvioinnissa kannattaa käyttää apuna myös jäätymis-sulamistestausta, sillä routimattomaksi luokiteltu lentotuhka voi jäätymis-sulamissyklien seurauksena heiketä siten, että se muuttuu routivaksi. Tuhkarakenteen pitkäaikaiskestävyys edellyttää routimatonta ja hyvin jäätymis-sulamissyklejä kestävää rakennetta. Routiessaan lujittunut tuhka halkeilee ja sen ominaisuudet vähitellen heikkenevät (Kuva 3.5). Routivuusluokitusta ja jäätymissulamiskestävyyttä voidaan kuitenkin parantaa sideainelisäyksellä. Taulukko 3.2 Segregaatiopotentiaaliin perustuva routivuusluokitus (Konrad 1980) Segregaatiopotentiaali [mm 2 /Kh] Routivuusluokitus <0,18 routimaton 0,18 0,72 lievästi routiva 0,72 3,6 routiva 3,6 7,2 voimakkaasti routiva 7,2 18 erittäin voimakkaasti routiva >18 äärimmäisen voimakkaasti routiva Kuva 3.5 Koekappaleita routanousukokeen jälkeen. Vasemmalla on voimakkaasti routinut, jäälinssejä muodostanut koekappale, ja oikealla routimaton koekappale. (Kuvat: Tero Jokinen, Ramboll)18 Jännitys 16 Tuhkarakentamisen käsikirja 3.2 Lujittumisominaisuudet Lujittumisominaisuudet kuvaavat materiaalin kykyä lujittua, kun sitä kostutetaan ja tiivistetään. Pohjatuhkilla lujittumisominaisuudet ovat yleensä melko vähäisiä, kun taas lentotuhkilla lujittumisominaisuuksilla on merkittävä vaikutus materiaalin geoteknisiin indeksiominaisuuksiin ja lopulta lopputuotteen tekniseen laatuun. Lujittuvuusominaisuuksien selvittämiseksi tuhkamateriaalista valmistetaan koekappaleet, joista määritetään yksiaksiaalinen puristuslujuus sekä muodonmuutosmoduuli halutun lujittumisajan jälkeen (yleensä 28 d ja 90 d). Puristuslujuuden ja moduulin perusteella voidaan arvioida lentotuhkasta rakennettavan rakenteen kantavuusominaisuuksia Aktiivisen kalkin (CaO) pitoisuuden on todettu vaikuttavan merkittävästi tuhkan lujittuvuuteen. Mitä korkeampi pitoisuus on, sitä korkeampi lujuustaso keskimäärin saavutetaan. Erityisesti sideainekäytössä korkea aktiivisen kalkin pitoisuus on hyvin hyödynnettävissä. Ulkoisia lujittumiseen olennaisesti vaikuttavia tekijöitä ovat oikea tiivistyshetken vesipitoisuus, toteutunut tiiveysaste sekä lujittumislämpötila ja -aika. Lujittumisominaisuuksia voidaan vahvistaa lisäämällä lentotuhkan sekaan kaupallista sideainetta. Yksiaksiaalisen puristuskokeen jännitys-muodonmuutoskuvaajasta määritetään materiaalin 50 % jännitystä vastaava muodonmuutosmoduuli (E 50 -moduuli). Aikalujittumisen myötä jännitys-muodonmuutoskuvaajan muoto yleensä muuttuu siten, että saavutettava puristuslujuus kasvaa ja murtotilan suhteellinen muodonmuutos pienenee, jolloin myös E 50 -moduuli kasvaa (Kuva 3.6). 90 d 28 d Kuva 3.6 Muodonmuutos Periaate yksiaksiaalisen puristuslujuuskokeen jännitys-muodonmuutoskäyrien muuttumisesta eripituisten lujittumisaikojen jälkeen. 3.3 Tuhkien luokittelun periaatteet 14 d Massiivirakenteiden osalta tuhkat jaotellaan teknisten ominaisuuksiensa perusteella kuuteen käyttöluokkaan lentotuhkat neljään ja pohjatuhkat kahteen käyttöluokkaan (Taulukko 3.3). Tuhka voidaan luokitella käyttöluokkaan vain jos se on todettu ensin täyttävän asetetut ympäristövaatimukset. Lentotuhkan käyttöluokkaa voi korottaa jalostamalla sitä kaupallisella sideaineella (Kuva 3.7). Sideainemaisesti käytettävän lentotuhkan sekä tuhkaseosmateriaalien soveltuvuus tulee testata tai arvioida tapauskohtaisesti. Käyttöluokat määräävät tuhkien soveltuvuuden eri käyttötarkoituksiin (Taulukko 3.4). LT1 ja LT2 -luokkien lentotuhkat sekä PT1-luokan pohjatuhka soveltuvat hyvin tie-, katu- ja kenttäkohteilla päällysrakennekäyttöön. Päällysrakennekäyttöä on käsitelty tarkemmin luvussa 6 Tuhkat päällysrakenteissa. Routivuus tai väärä rakeisuus käytännössä rajaavat jalostamattomat LT3 ja LT4 -luokkien lentotuhkat sekä PT2-luokan pohjatuhkan ulos päällysrakennekäytöstä, mutta niitä voidaan käyttää soveltuvissa kohteissa penger- ja täyttötarkoituksiin. Edellä mainittuja käyttösovelluksia on käsitelty tarkemmin luvussa 7 Penger-, täyttö- ja ympäristörakennesovellukset.19 Pohjatuhka Lentotuhka Tuhkarakentamisen käsikirja 17 Taulukko 3.3 Tuhkien tekniset vaatimukset käyttöluokittain. Käyttöluokka LT1 1-aks. puristuslujuus, 28 d [MPa] JSkokeen muutos * Routivuusluokitus Lujittuminen Rakeisuus 2 <20 % Routimaton Kyllä LT2 1 <30 % Routimaton Kyllä LT3 0,5 <50 % Lievästi routiva Kyllä LT4 - - Routiva PT1 Routimaton PT2 Routimaton Ei * Jäätymis-sulamiskokeen jälkeinen muutos 1-aksiaalisessa puristuslujuudessa Ei InfraRYL suod. hk Taulukko 3.4 Tuhkien soveltuvuus eri käyttökohteet käyttöluokittain. Käyttöluokka Käyttökohde Huomioitavaa LT1 kantavan kerroksen alaosa, jakava kerros päällysteen alle murskekerros LT2 jakava kerros, suodatinkerros LT3 LT4 PT1 PT2 suodatinkerros, penger penger, täytöt, putkikaivantojen arinat ja täytöt suodatinkerros penger, täytöt Routivuus huomioitava käyttökohteen valinnassa Tuhkien korroosioominaisuudet huomioitava LT4 LT3 LT2 Kuva 3.7 Esimerkki erään lentotuhkan jalostamisesta sementillä. Lentotuhkan käyttöluokka on korotettu käyttöluokasta LT4 käyttöluokkaan LT2. 28 vrk puristuslujuus tarkoittaa 28 d lujittumisen jälkeen koestettua näytettä, Jäätymissulamiskoe tarkoittaa, että näyte on testattu jäätymis-sulamiskokeella 28 d lujittumisen jälkeen ja Segregaatiopotentiaali kuvaa routivuutta.20 18 Tuhkarakentamisen käsikirja 4 Tuhkaseosmateriaalit Maarakentamisessa voidaan käyttää tuhkien lisänä muita teollisuuden sivutuotteita, kuten esimerkiksi kipsiä, rikinpoistotuotetta, kuonaa, rikastushiekkaa ja kuitusavea. Sivutuotteita voidaan käyttää yksinään tai yhdessä tuhkan kanssa seosmateriaaleina, jotka parantavat tuhkan ominaisuuksia rakenteessa. Seuraavissa kappaleissa on esitelty muutamia sivutuotteita ja miten niiden avulla voidaan yhdistellä eri materiaalien ominaisuuksia. Tässä luvussa tutustutaan tarkemmin fosfokipsin, rikastushiekan ja kuitusaven käyttöön yhdessä tuhkan kanssa maarakentamisessa. 4.1 Fosfokipsi Suomessa merkittävin teollisuuden laitoksista tuleva sivutuotekipsi on Yara Suomi Oy:n fosforihapon tuotannossa muodostuva fosfokipsi. Fosfokipsiä muodostuu noin 1,6 miljoonaa tonnia vuodessa. Sitä muodostuu, kun apatiitin trikalsiumfosfaatti reagoi rikkihapon kanssa muodostaen fosforihappoa ja dihydraattikipsiä. Fosfokipsi erotetaan reaktion varsinaisesta tuotteesta fosforihaposta pesemällä ja suodattamalla. Valmistusprosessista sivutuotteena saadaan kosteaa fosfokipsiä. Fosfokipsiä on olemassa kahta eri muotoa, dihydraattikipsiä CaSO 4 2H 2 O ja hemihydraattikipsiä CaSO 4 ½H 2 O. Hemihydraattikipsissä on vähemmän kidevettä kuin dihydraattikipsissä ja sitä syntyy korkeammissa lämpötiloissa. Fosfokipsi koostuu pääasiassa kidevedellisestä kalsiumsulfaatista. Fosfokipsissä on suhteellisen vähän haitta-aineita. Fosforin, fluoridin ja rikin pitoisuudet voivat olla korkeampia, mutta silti pääosin alle päällystetyn rakenteen raja-arvojen. Taulukossa 4.1 on esitetty fosfokipsin teknisiä ominaisuuksia. Taulukossa esitetyt ominaisuudet ovat lähinnä viitteellisiä, sillä fosfokipsi sopii maarakentamistarkoitukseen vain seostettuna tai sideainemaisesti käytettynä. Taulukko 4.1 Fosfokipsin teknisiä ominaisuuksia. (Koostettu Rambollin aineistoista) Ominaisuus Raekoko Fosfokipsi Optimivesipitoisuus % 0,5 1,0 mm (siltti, silttinen hiekka) Maksimikuivatiheys kg/m 3 Vedenläpäisevyys m/s Fosfokipsi soveltuu hyvin yhdessä tuhkan ja kaupallisten sideaineiden kanssa sideaineena stabiloinnissa. Fosfokipsin avulla on saatu useissa tapauksissa alennettua kaupallisen sideaineen määrää verrattuna pelkkään lentotuhkalisäykseen. Fosfokipsillä voidaan sideainemaisena käytettynä parantaa useissa tapauksissa rakenteen pitkäaikaislujittumista. Lentotuhkasta ja fosfokipsistä on myös rakennettu massiivirakenteita, joissa kipsin lisäyksellä on saavutettu lisälujuutta. Tyyppirakenneratkaisu on esitetty liitteessä Rikastushiekka Nordkalk Oy:n Lappeenrannan kaivoksella syntyy vuosittain tonnia rikastushiekkaa kalsiitin rikastuksessa. Rikastushiekka soveltuu käytettäväksi tie- ja katurakenteissa sellaisenaan tai runkoaineena yhdessä sitovien materiaalien kanssa. Kalsiitin rikastushiekan raekoko vastaa hienoa hiekkaa ja sen keskimääräinen raekoko on 0,12 mm. Rikastushiekka on väriltään vaaleaa ja rakeet ovat epäsäännöllisen muotoisia ja särmikkäitä. Kalsiitin rikastuksessa syntyvä rikastushiekka koostuu kalsiitista (CaCO 3 ), wollas-21 Tuhkarakentamisen käsikirja 19 toniitista (CaSiO 3 ), dolomiitista (Ca, Mg(CO 3 ) 2 ) ja silikaattisista mineraaleista (SiO2, CaMg- Si 2 O 6 ). Rikastushiekka ei sisällä merkittäviä määriä ympäristölle haitallisia aineita tai yhdisteitä. Nordkalk Oy onkin saanut ympäristöluvan käyttää rikastushiekkaa muualla, kuin tärkeillä tai vedenhankintaan sopivilla pohjavesialueilla. Taulukossa 4.2 on esitetty rikastushiekan teknisiä ominaisuuksia. Taulukko 4.2 Rikastushiekan ominaisuuksia. (Nordkalk Oy, 2010) Ominaisuus Rakeisuus Vedenläpäisevyys Rikastushiekka 0 0,5 mm (hiekka) m/s Ominaispaino 2,8 t/m 3 Kitkakulma Maksimikuivatilavuuspaino 17,6 kn/m 3 CBR-arvo % Optimivesipitoisuus 13 % Lämmönjohtavuus Kapillaarisuus Segregaatiopotentiaali 1,1 1,5 W/Km <0,9 m <0,2 mm 2 /Kh (routimaton) Rikastushiekka käyttäytyy tiivistettäessä saman raekoon (0 0,5 mm) omaavan luonnonhiekan tapaan. Nordkalk FS suodatinhiekka on luonnonhiekkaa paremman raemuotonsa ja kitkakulman ansiosta helppo käsitellä ja tiivistää. Rikastushiekka sopii rakeisuutensa perusteella suodatinkerroskäyttöön. Tyyppirakenneratkaisu on esitetty liitteessä Kuitusavi Kuitusavi on paperitehtaan jäteveden käsittelystä saatavaa primäärilietettä, joka sisältää kuituja sekä täyte- ja päällystyspigmenttien seosta. Kuitusavea saadaan myös uusiomassan valmistuksessa syntyvästä siistausjätteestä. Siistausjäte sisältää uusiopaperin valmistukseen käytettävään massaan soveltumatonta kuitumateriaalia, painovärejä ja paperin täyteainetta eli kaoliinisavea. Kuitu- ja siistauslietteitä syntyy Suomessa vuosittain noin 0,4 miljoonaa tonnia. Kuitusavea ja lentotuhkaa sekoitettaessa saadaan kuitutuhkaa, joka on tierakentamiseen hyvin sopivaa tuotetta. Kuitutuhka on kevyt, routaa eristävä materiaali, jota on helppo käsitellä ja joka kestää hyvin muodonmuutosta. Kuitusaven vedenläpäisevyys kasvaa tuhkan lisäämisen johdosta, mutta se on edelleen alhainen. Yleensä kuitutuhka hyödynnetään stabiloituna, ja seosaineita käyttäen voidaan vaikuttaa mm. materiaalin routakäyttäytymiseen. Kuitutuhkarakenne sijoitetaan yleensä tien jakavaan kerrokseen. Tuhkan ja kuitusaven seossuhteet vaihtelevat 1:2 2:1 välillä. Taulukossa 4.3 on esitetty kuitusaven teknisiä ominaisuuksia. Taulukko 4.3 Kuitusaven ominaisuuksia. (Mäkelä, Höynälä 2000) Ominaisuus Vedenläpäisevyys Kuitusavi *10-8 m/s Kuivairtotiheys kg/m 3 Muuttamalla kuitusaven ja lentotuhkan osuuksia voidaan materiaalin ominaisuuksia muuttaa. Lentotuhkan osuutta kasvattamalla voidaan parantaa rakenteen lujuutta ja jäykkyyttä. Kuitusaven osuutta lisäämällä saadaan puolestaan materiaalille hyvä muodonmuutoskestävyys. Kuitusavi sisältää orgaanista ainesta, jonka vuoksi siitä liukenee orgaanista hiiltä, joka huomioitava sen hyötykäytössä. Tyyppirakenneratkaisu on esitetty liitteessä 3.22 20 Tuhkarakentamisen käsikirja23 Tuhkarakentamisen käsikirja 21 B-osa: Sovellukset24 22 Tuhkarakentamisen käsikirja 5 Tuhkien ja muiden sivutuotteiden käyttö maarakentamisessa Tuhkia voidaan käyttää maarakentamisessa sellaisenaan, tiivistettynä, seostettuna toisen sivutuotteen kanssa tai sideainemaisesti. Tässä luvussa on esitelty erilaisia tuhkan käyttösovelluksia yleisellä tasolla. Eri käyttömenetelmiin liittyvät erityispiirteet on käsitelty omissa luvuissaan. 5.1 Massiiviset lentotuhkarakenteet Massiivisilla lentotuhkarakenteilla tarkoitetaan pelkästään lentotuhkaa sekä tarvittaessa lujittavalla sideaineella stabiloitua lentotuhkaa sisältäviä kerrosrakenteita (Kuva 5.1). KaM LT Hk Pohjamaa Kuva 5.1 Vasen: Seospolton lentotuhkasta rakennettu jakava kerros. Oikea: Seospolton lentotuhkasta (vas.) ja kivihiilenpolton lentotuhkasta (oik.) valmistetut puristuslujuuskoekappaleet jäätymis-sulamistestauksen jälkeen. (Kuvat: Tero Jokinen, Ramboll) Massiivisten lentotuhkarakenteiden käyttö on teknisesti mahdollista uusien tie-, katu- ja kenttärakenteiden kerroksissa pengertäytöistä kantavan kerroksen alaosaan. Kaikki lentotuhkat eivät kuitenkaan sovellu suoraan käytettäväksi kaikkiin edellä mainittuihin käyttötarkoituksiin, sillä lentotuhkien tekniset ominaisuudet vaihtelevat polttoaineista, polttoprosessista ja tuhkan varastoinnista sekä käsittelystä riippuen. Tuhkille on tässä laadittu tekninen käyttöluokitusjärjestelmä, jonka perusteella voidaan määrittää eri tuhkien sopivuus erilaisiin rakenteisiin. Tuhkien tekninen käyttöluokitusjärjestelmä ja niiden teknisten ominaisuuksien ominaisarvoja on käsitelty luvussa 3.3 Tuhkien luokittelu. Massiivisten tuhkarakenteiden selkeimmät edut tavanomaisiin rakenteisiin verrattuna ovat niiden lämmöneristävyys, kantavuus, keveys sekä luonnonvaroja säästävä vaikutus. Massiivisilla tuhkarakenteilla on mahdollista rakentaa kestäviä rakenteita tavanomaisia rakenneratkaisuja ohuemmalla kokonaisrakennepaksuudella, mikä korostuu erityisesti routivan pohjamaan päälle rakennettaessa (Kuva 5.2). Ohuemman kokonaispaksuuden myötä tarvittavan maaleikkauksen tarve vähenee ja neitseellistä kiviainesta tarvitaan selvästi vähemmän.25 Tuhkarakentamisen käsikirja 23 Kuva 5.2 Esimerkki vastaaville vaatimuksille mitoitetuista kiviaines- ja lentotuhkarakenteista. Mitoituksessa on käytetty lentotuhkalle tässä ohjeessa esitettyjä parametreja. Luonnon kiviaineksia tarvitaan lentotuhkarakenteessa lähes 60 % vähemmän, ja rakenteen kokonaispaksuus pienenee noin 20 %. Päällysrakenteen yläosaan rakennettavat lentotuhkakerrokset voivat vaatia stabilointia sementin tai muiden sideaineiden tai näiden seosten avulla, jotta tarvittava laatutaso saavutetaan. Sementin, tai muun sideaineen lisäys parantaa lentotuhkakerroksen kantavuutta sekä erityisesti rakenteen pitkäaikaiskestävyyttä. Stabilointi voi olla myös välttämätöntä, jos lentotuhka on routivaa. InfraRYL-määräyskokoelman mukaan routivia materiaaleja ei saa käyttää tien päällysrakenteissa. Jakavaan kerrokseen ja suodatinkerrokseen massiivinen lentotuhkakerros voidaan rakentaa usein ilman sideaineita, jolloin lentotuhkan käsittelyksi riittää pelkkä kostutus optimivesipitoisuuteen sekä huolellinen tiivistystyö. Suodatinkerroksessa tuhkaa voidaan käyttää kuivilla pohjamailla. Kosteilla ja pehmeillä pohjamailla on rakennettava kapillaarisen vedennousun katkaiseva suodatinkerros lentotuhkarakenteen alle. Massiiviset lentotuhkarakenteet rakennetaan lähes vastaavalla tavalla kuin tavanomaiset luonnon kiviaineksista tehdyt tie- ja kenttärakenteet (luku 13.3 Työmenetelmät ja toteutus). Lentotuhka eroaa tosin materiaalina tyypillisistä rakentamiseen käytetyistä luonnon kiviaineksista selvästi korkeamman optimivesipitoisuutensa ja suuremman tiivistyvyytensä puolesta. Mikäli tuhkaan sekoitetaan sideainetta, se voidaan lisätä joko työmaalla jyrsinsekoittamalla tai ennen levittämistä auma- tai asemasekoituksella (luku 12.3 Sekoitusmenetelmät). 5.2 Pohjatuhkakerrosrakenteet Rakeisuudeltaan ja ympäristöllisiltä ominaisuuksiltaan sopivaa pohjatuhkaa voidaan käyttää kuten hiekkaa tien päällysrakenteiden ja kenttärakenteiden suodatinkerroksessa sekä pengerja muissa täytöissä. Hiekkarakenteisiin verrattuna pohjatuhkakerrosrakenteiden etuna ovat hyvä lämmöneristävyys, keveys sekä luonnonvaroja säästävä vaikutus.26 24 Tuhkarakentamisen käsikirja 5.3 Rakenteet tuhkaseosmateriaaleista Tuhkaseosrakenteiden osalta lähtökohtana on pyrkimys yhdistää eri materiaaleja hallitusti siten, että pystytään mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämään käytettävien osakomponenttien hyviä ominaisuuksia ja samalla pienentämään hyödynnettävien lähtömateriaalien eitoivottujen ominaisuuksien vaikutusta. Seosrakenteet ovatkin aina tietynlainen kompromissi niissä käytettyjen komponenttien ominaisuuksista eikä materiaalien seostaminen yleensä johda laadun paranemiseen kaikkien yksittäisten ominaisuuksien osalta vaan materiaaleja sopivasti yhdistellen pyritään lopputulokseen, joka on käyttökohdetta kokonaisuutena ajatellen laadultaan ja ominaisuuksiltaan parempi tai sopivampi kuin yksittäisiä materiaaleja käytettäessä. Seosratkaisujen etuna on erityisesti lopputuloksen laadun säätelymahdollisuus hyödyntämiskohteen ja tarpeiden mukaan osakomponenttien laatua ja käyttömääriä varioimalla. Hyvänä esimerkkinä tältä osin toimivat erilaiset lentotuhka-kuitusaviseokset, joissa pyritään hyödyntämään tuhkan lujuutta ja kuormituskestävyyttä, mutta samalla tuomaan kuitusaven avulla ratkaisuun mukaan myös muodonmuutoskestävyyttä ja joustavuutta, mikä ei pelkkää tuhkaa käyttäen ole mahdollista. Mainittujen komponenttien keskinäistä seossuhdetta tai stabiloinnissa käytettävän sideaineen määrää varioimalla voidaan vaikuttaa huomattavasti saavutettaviin ominaisuuksiin ja räätälöidä kunkin kohteen asettamien vaatimusten mukainen seosratkaisu (Kuva 5.3). Kuva 5.3 Eri lentotuhka-kuitusavi-sementti -seossuhteilla saavutettuja puristuslujuuksia. Tyypillisimpiä lentotuhkan kanssa seosrakenteissa hyödynnettäviä materiaalityyppejä ovat kuitusavet, kipsit ja rikastushiekat (luku 4 Tuhkaseosmateriaalit). Lisäksi tuhkaa on mahdollista käyttää betonimurskeen sekä erilaisten käsiteltävyydeltään hankalien materiaalien kuten soodasakan, pastajätteen sekä meesasakan ominaisuuksien parantamiseen. Viimeksi mainituissa tapauksissa kyse on kuitenkin jo enemmän lentotuhkan side- ja täyteainemaisesta käytöstä kuin varsinaisista tuhkaseosratkaisuista. Ominaisuuksia, joita seosratkaisujen käytöllä pyritään tyypillisimmin tuomaan esiin tai muokkaamaan ovat mm. muodonmuutoskäyttäytyminen, routakestävyys, lämmöneristyskyky sekä vedenläpäisyominaisuudet. Seosratkaisuja hyödynnetään myös kevennysratkaisuissa ja niitä käyttäen on saatujen kokemusten perusteella mahdollista vaikuttaa materiaalien liukoisuusominaisuuksiin.27 Puristuslujuus [MPa] Tuhkarakentamisen käsikirja 25 Tuhkaseosmateriaalien käyttö ei eroa ratkaisevasti edellä käsitellystä massiivituhkarakenteista. Suurin käytännön ero liittyy materiaalien sekoittamiseen, jonka yhteydessä kahden tai useamman runkoainekomponentin käsittely ja tarpeeksi homogeenisen lopputuloksen varmistaminen asettavat työn toteutukselle ja laitteistolle jonkin verran pelkän tuhkan käyttöä enemmän haasteita. Tuhkaseosmateriaalien käyttö erityyppisissä rakennesovellutuksissa perustuu täysin rakenteelle asetettavien laatuvaatimusten ja räätälöityjä seosratkaisuja käyttäen saavutettavien ominaisuuksien tapauskohtaisesti tapahtuvaan yhteensovittamiseen. Käyttö on materiaaliratkaisusta ja kohteen vaatimuksista riippuen mahdollista täyttö- ja pengerrakenteista aina kantavaan kerrokseen saakka. 5.4 Tuhkapohjaiset sideaineseokset stabilointiin Lujittuvaa, kuivana varastoitua lentotuhkaa voidaan käyttää erilaisten stabilointimenetelmien sideaineseoksessa joko sellaisenaan tai kaupallisten sideaineiden tai muiden sivutuotteiden kanssa. Tässä ohjeessa stabilointimenetelmät on jaoteltu lentotuhkan käytön osalta pehmeiden maa-ainesten stabilointiin (massa- ja syvästabilointi), tien ja kentän päällysrakenteen kantavan kerroksen stabilointiin (kerrosstabilointi), huonolaatuisen maa-aineksen ja sedimentin stabilointiin (auma-, massa- tai prosessistabilointi) sekä pilaantuneiden maiden stabilointiin. Lentotuhkan käyttö stabilointien sideaineena on suositeltavaa, koska sen avulla on mahdollista säästää sideainekustannuksissa, ja lentotuhkan on todettu parantavan stabiloitujen rakenteiden pitkän ajan lujuuskehitystä (Kuva 5.4) ja jäätymis-sulamisrasituksen kestävyyttä Kuukausi Kuva 5.4 Kerrosstabilointikohteen lujuuden kehitys esimerkkikohteessa poratuista näytteistä 3 vuoden aikana. Sideaineena on käytetty lentotuhkaa, kipsiä ja sementtiä. Lentotuhkapohjaisissa sideaineseoksissa voidaan käyttää myös muita teollisuuden sivutuotteita tai jätemateriaaleja, kuten fosfokipsiä, rikinpoistotuotetta ja masuunikuonaa. Muilla sivutuotteilla voidaan tyypillisesti vahvistaa sideaineseoksella saavutettavaa lujuutta tai vastaavasti vähentää tarvittavaa sideaineiden kokonaismäärää, mikä korostuu erityisesti isommissa kohteissa, joissa esimerkiksi lentotuhkan saatavuus voi olla rajattua (Kuva 5.5).28 Puristuslujuus [kpa] 26 Tuhkarakentamisen käsikirja Sideaineseokset on tutkittava tapauskohtaisesti, sillä lentotuhkien ja stabiloitavien massojen laadut vaihtelevat merkittävästi. On suositeltavaa testata myös muiden sivutuotteiden soveltuvuus, mikäli niitä on saatavilla tai on odotettavissa, että niiden avulla saavutetaan merkittävää lisähyötyä d 90 d YSe YSe + LT YSe + kipsi YSe + LT + kipsi (YSe + KJ400) + kipsi (YSe + KJ400) + LT + kipsi Kuva 5.5 Erään ruoppausmassan stabilointi eri sideaineilla. Sivutuotteiden käytöllä on saavutettu selvästi korkeampia puristuslujuuksia kuin pelkällä kaupallisella sideaineella. Pehmeiden- ja pilaantuneiden maiden stabilointi Pehmeitä massoja, kuten turvetta tai ruoppausmassoja voidaan stabiloida hyötykäyttöön sopiviksi materiaaleiksi. Stabiloinnin avulla voidaan lisätä pehmeän massan lujuutta ja jäykkyyttä, kunnostaa pilaantuneita maa-aineksia, helpottaa kaivua sekä vähentää massojen poiskuljetusta ja kiviainesten käyttöä. Stabilointi on usein edullisempi vaihtoehto verrattuna esimerkiksi paalutukseen tai perinteiseen massanvaihtoon. Lentotuhkaa voidaan käyttää stabilointisovelluksissa sideainekomponenttina. Soveltuvia menetelmiä runkoaineesta riippuen ovat esimerkiksi massasyvästabilointi kohteella tai poiskaivetun materiaalin aumasekoitus tai prosessistabilointi. Pilaantuneiden maiden stabilointimenetelmällä tarkoitetaan pilaantuneiden massojen kiinteyttämistä ja siten massasta tapahtuvaa liukoisuuksien pienentämistä. Haitta-aineiden liukoisuuksien pieneneminen voi tapahtua myös kemiallisesti sitoutumalla. Käytettävät seossuhteet on tutkittava tapauskohtaisesti.29 Tuhkarakentamisen käsikirja 27 Tien päällysrakenteen kantavan kerroksen stabilointi (kerrosstabilointi) Kerrosstabilointi on stabilointimenetelmä, jossa uuden kiviaineksen tai vanhan tien pintakerroksen sekaan jyrsinsekoitetaan lujittuvaa sideainetta. Lopputuloksena on erittäin kantava ja hyvin jäätymis-sulamissyklejä kestävä rakenne. Sideaineina käytetään yleensä tuoretta siilovarastoitua lentotuhkaa ja sementtiä. Sideaineseokseen voidaan lisätä myös muita kaupallisia sideaineita ja teollisuuden sivutuotteita, kuten fosfokipsiä ja hienoksi jauhettua masuunikuonaa. Kerrosstabilointi sopii hyvin raskaskuormitteisten teiden ja kenttärakenteiden kunnostukseen ja uudisrakentamiseen (Kuva 5.6). Se on hyvä menetelmä korjausrakentamiskohteisiin, joissa vanha päällyste ja pintakerrokset voidaan hyödyntää stabiloinnin runkoaineena, jolloin tasausta ei tarvitse juurikaan korottaa eikä lisämassatarvetta tai ylijäämämassoja synny. Hyvän kantavuuskehityksen myötä kerrosstabiloinnin avulla voidaan monissa tapauksissa ohentaa päällysteen paksuutta ja samalla saavuttaa säästöjä päällystyskustannuksissa. Kuva 5.6 Vasen: kerrosstabilointityöt käynnissä Vuosaaren satamassa. Oikea: Valmis kenttärakenne. Kerrosstabiloinnin tuoman kantavuuslisäyksen avulla voitiin päällysteen paksuutta ohentaa lähes 80 %. (Kuvat: Tero Jokinen, Ramboll)30 28 Tuhkarakentamisen käsikirja 6 Tuhkat päällysrakenteissa Tuhkia voidaan käyttää päällysrakenteen jokaisessa kerroksessa suodatinkerroksesta kantavaan kerrokseen (Kuva 6.1). Päällysrakenteessa lentotuhkaa voidaan käyttää massiivirakenteena (luku 5.1 ) ja kerrosstabiloinnin sideaineena (luku 5.4 ). Pohjatuhka soveltuu käytettäväksi suodatinkerroksessa hiekan korvikkeena (luku 5.2 ). Eri tuhkamateriaalien soveltuvuutta eri päällysrakenteen osiin on luokiteltu tuhkien käyttöluokkien perusteella (luku 3.3 ). Lentotuhkien käyttö päällysrakenteessa rajautuu käytännössä ylempiin käyttöluokkiin (LT1 ja LT2), koska alempien käyttöluokkien lentotuhkat (LT3 ja LT4) eivät täytä yleisiä routivuusvaatimuksia, ja niistä rakennetun rakennekerroksen jäätymissulamiskuormituskestävyys on heikko. Kerrosstabilointikäytössä lentotuhkan soveltuvuus pitää testata erikseen. Tuhkaseosmateriaaleja (luku 5.3 ) käytettäessä materiaalin vaatimukset ovat vastaavat kuin pelkkiä tuhkia käytettäessä. Kuva 6.1 Tuhkien käyttö päällysrakenteessa. Suluissa esitetty rakenneosaan soveltuvan tuhkan käyttöluokka. 6.1 Suunnittelun erityispiirteet Tuhkarakenteiden suunnittelun lähtötiedoiksi riittävät samantasoiset lähtötiedot kuin perinteistä kiviainesrakennetta suunniteltaessa. Rakenteen lujittumisesta huolimatta tuhkaa sisältävää päällysrakennetta voidaan pitää joustavana rakenteena ja siksi mitoitus tehdään pääsääntöisesti Odemarkin kantavuuskaavaa apuna käyttäen. Massiivista lentotuhkarakennetta ei suositella rakennettavan suoraan päällysteen alapuolelle vaan väliin pitää suunnitella aina vähintään 10 cm paksu murskekerros, jotta mahdollisesti päällysteen läpi suotautuva vesi pääsee ulos rakenteesta. Tiivistämistä varten massiivilentotuhkarakennetta varten pitää tehdä reunatuet, jotka jäävät osaksi lopullista rakennetta. Massiivisen lentotuhkarakenteen kuivatus suunnitellaan samojen periaatteiden mukaan kuin tavalliselle maarakenteelle. Tuhkan alle suositellaan rakennettavaksi kuivatuskerrosjärjestelmä (suodatinkerros). Erityisesti kostean pohjamaan päälle rakennettaessa on suositeltavaa rakentaa vähintään 0,2 metriä paksu suodatinkerros esimerkiksi hiekasta, pohjatuhkasta tai rikastushiekasta. Lentotuhkan vedenläpäisevyys on pieni ja siksi siitä tehdyn rakenteen pinnalle tulevien vesien poisjohtaminen on järjestettävä rakentamalla pinta riittävän sivukaltevaksi. Näin vähennetään veden imeytymistä lentotuhkarakenteeseen ja vähennetään sen pehmenemisvaaraa. Salaojaputkia ei voi asentaa lentotuhkaan, sillä salaojissa kulkeva vesi liettää lentotuhkaa salaojaputkien ympärillä, jolloin salaojien toiminta heikkenee nopeasti. Pohjatuhkarakenteen salaojittaminen voidaan tehdä kuten vastaavan hiekkarakenteen.31 Tuhkarakentamisen käsikirja 29 Kerrosstabilointi suunnitellaan rakenteessa käytettävän runkoaineen stabiloituvuustesteillä määritettyjen puristuslujuuden ja jäätymis-sulamiskestävyyden perusteella. Runkoaineeksi soveltuvat hyvin vaihtelevantasoiset sorat ja murskeet, mutta tyypillisesti parhaat lopputulokset saavutetaan laadukkailla kantavan kerroksen murskeilla. Kerrosstabiloidun kerrokseen pinta on suositeltavaa peittää bitumiemulsiolla heti tiivistämisen jälkeen. Bitumiemulsio estää rakennetta kuivumasta ja parantaa päällysteen sitoutumista alempaan kerrokseen. 6.2 Mitoitus ja parametrit Tien päällysrakenne suunnitellaan ja mitoitetaan kestämään liikennekuormituksesta, roudasta ja sääolosuhteista aiheutuvat rasitukset. Päällysrakennemitoitukseen liittyy läheisesti myös kuivatuksen suunnittelu, sillä osa päällysrakennemateriaalien mitoitusparametreista on kosteustilasta riippuvia. Tierakenteen mitoittaminen tapahtuu Liikenneviraston ohjeen Tierakenteen suunnittelu (2004) mukaisesti. Katujen päällysrakenne mitoitetaan ohjeen Katu 2002 mukaisesti Kuormituskestävyysmitoitus Tuhkarakenteen kuormituskestävyysmitoitus tehdään Odemarkin kantavuuskaavalla. Mitoitus tehdään normaalisti käyttäen Odemarkin mitoituskaavaa ja sen lisäehtoja 1 ja 2. Tuhkien ja tuhkaa sisältävien stabilointien osalta moduulit on esitetty taulukoissa 6.1 ja 6.2. Rakenteiden mitoituksessa käytettävät parametrit määräytyvät tuhkan käyttöluokan perusteella massiivirakenteiden osalta. Kerrosstabiloinnin parametrit on johdettu Liikenneviraston julkaisun Tietoa tiensuunnitteluun 71 mukaisista sementtistabiloidun kerroksen parametreista. Muiden rakennekerrosmateriaalien osalta moduulit on esitetty edellä mainitussa Liikenneviraston julkaisussa. Odemarkin mitoituskaavaa (Kaava 1) käytettäessä sitomattomia kerroksia laskettaessa sopiva kerrospaksuus on normaalisti mm ja lisäehtoa 1 käytettäessä mm. Tätä paksummat kerrokset jaetaan laskennassa useampaan osaan. ( ( ) ) ( ) ( ) (1) missä EA on mitoitettavan kerroksen alta saavutettava kantavuus (MPa), EP mitoitettavan kerroksen päältä saavutettava kantavuus (MPa), E mitoitettavan kerroksen materiaalin E-moduuli (MPa) ja h mitoitettavan kerroksen paksuus (m). Lisäehto 1: Sitomattoman kerroksen käyttökelpoinen E-moduuli on enintään 6 EA ja osittain sidottujen enintään n EA, missä kerroin n saadaan julkaisusta Tietoa tiensuunnitteluun 71 tai taulukosta 6.4.sta Lisäehto 2: Yhteen liimaantuneet, ehjät bitumilla sidotut kerrokset, joiden E > 1500 MPa, lasketaan yhtenä kerroksena, jonka moduuliksi otetaan osakerrosten moduulien paksuuksilla painotettu keskiarvo. Ehto voi täyttyä vain, kun AB-kerrosten bitumipitoisuus on vähintään 3,8 % ja massa on asemasekoitteista. Pelkästään PAB-päällysteitä sisältävissä rakenteissa bitumipitoisuuden pitää olla vähintään 3,1 % ja E-moduulin vähintään 1400 MPa. Samassa rakenteessa olevat PAB- ja AB-kerrokset eivät ole tässä mielessä yhteen liimaantuneita vaan ne lasketaan erillisinä kerroksina.32 30 Tuhkarakentamisen käsikirja Taulukko 6.1 Odemarkin kuormitusmitoituksessa käytettävät tuhkien moduulit ja Odemarkin lisäehto 1:n n-parametrit. Ks. Käyttöluokkien vaatimukset taulukosta 3.3. Käyttöluokka E-moduuli [MPa] LT LT n Huomautukset 28 d puristuslujuus 3 MPa, JS-kokeen muutos <20 %, routimaton 28 d puristuslujuus 3 MPa, JS-kokeen muutos <30 %, routimaton LT Lievästi routiva -> ei sovellu päällysrakenteeseen LT Routiva -> ei sovellu päällysrakenteeseen PT Suodatinkerroksen rakeisuus Taulukko 6.2 Odemarkin kuormitusmitoituksessa käytettävät kerrosstabilointien moduulit ja Odemarkin lisäehto 1:n n-parametrit. Käyttöluokka E-moduuli [MPa] n Huomautukset Kerrosstabilointi d puristuslujuus 3 MPa, JS-kokeen muutos <20 % Kerrosstabilointi d puristuslujuus 5 MPa, JS-kokeen muutos <20 % Routamitoitus Tuhkarakenteen routamitoituksessa tarvittavat arvot muiden kuin tuhkan osalta saadaan Liikenneviraston ohjeesta Tierakenteen suunnittelu. Tuhkan osalta routamitoituksessa tarvittava materiaalin vastaavuus eristävyyden kannalta saadaan taulukosta 6.3. Taulukko 6.3 Materiaalin vastaavuus eristävyyden kannalta. Materiaali Materiaalin vastaavuus eristävyyden kannalta Lentotuhka 1,7 Pohjatuhka 1,2 Kerrosstabiloitu rakenne 1,033 Tuhkarakentamisen käsikirja Työohjeistus Suunnitelmien pohjalta kirjoitetaan vakiomuotoinen työselostus tai työtapaohjeistus, joissa esitetään ainakin seuraavat kohdat: Materiaalit ja niiden käsittely (koskee käytettäviä tuhkia ja muita teollisuuden sivutuotteita) Materiaalien laadunvarmistus ja dokumentointi Hyötykäytetty tuhkamäärä (kirjataan kohteella jäteveron vuoksi) Työmenetelmät (työmenetelmät sivutuoterakenteen osalta) Tarvittava erikoiskalusto Valmistelevat työt Materiaalien levittäminen (materiaalien levittämiseen tarvittava kalusto ja levitysjärjestys mikäli useampi materiaali tai sideaine) Materiaalien (sekoitus ja) tiivistäminen (massiivirakenteissa tiivistyskerrosten määrä ja kerrospaksuus, kerrosstabiloinnissa jyrsimissyvyys, kaikissa kohteissa tiivistämisen työmäärä esim. jyrän ylityskertojen määrä) Stabiloinnin päälle tulevat rakenteet Liikennejärjestelyihin vaikuttavat seikat Laadunvarmistus (laadunvarmistuksen tehtävälista) Yksikohtaiset tekniset tiedot kohteesta Toimenpiteet (kerrospaksuudet, materiaalimäärä, paaluvälit, stabilointileveydet) Poikkileikkaukset, suunnitelmakartat Laatuvaatimukset (tavoitellut vesipitoisuudet, kuivairtotiheydet, tiiveysasteet jne.) Työtapaohjeisiin voi liittää myös muita työhön olennaisesti liittyviä asioita, esimerkiksi materiaalien sekoituksesta mikäli tuhkaan lisätään sideainetta tai vettä tiekohteen ulkopuolella.34 32 Tuhkarakentamisen käsikirja 7 Penger-, täyttö- ja ympäristörakennesovellukset Kaikkia tuhkalaatuja voidaan käyttää kuivalla maalla ja pohjavesialueiden ulkopuolella penger-, täyttö- ja ympäristörakennemateriaaleina, kun otetaan huomioon kunkin materiaalin yksilölliset ominaisuudet. Tuhkilla voidaan korvata penger- ja täyttömateriaaliksi kelpaavia maa-aineksia kuten moreeneja, hiekkaa, soraa tai louhetta kohteen olosuhteet ja vaatimukset huomioiden. Tuhkia voidaan käyttää myös toissijaisissa täytöissä hienojen moreenien, silttien tai savimaiden korvaajina, jolloin nämä tuhkia heikompilaatuisemmat maa-ainekset voidaan käyttää esimerkiksi penger- ja ojaluiskien sekä täyttömaiden verhoilumateriaaleina. Lentotuhkien käyttöä pengertäytöissä puoltavat niiden lujittumisominaisuudet, maa-aineksia suurempi leikkauslujuus ja maa-aineksia pienempi irtotiheys. Lentotuhkia ei voi suoraan luokitella kiviaineksien tapaan rakeisuuden perusteella määritettäviin pengermateriaaliluokkiin, koska niiden lujittumisominaisuudet vaikuttavat käytännön stabiliteettiominaisuuksiin. Sen sijaan on suositeltavaa käyttää tässä ohjeessa esitettyä luokitusjärjestelmää (luku 3.3 Tuhkien luokittelun periaatteet). Tuhkat voidaan luokitella kevennysmateriaaleiksi, vaikkakin niiden kevennysvaikutus on melko pieni verrattuna kaupallisiin kevennysmateriaaleihin, kuten vaahtolasiin tai kevytsoraan (Kuva 3.3). Tuhkien keveyttä hyödynnettäessä on muistettava, että tuhkilla on ominaista vesipitoisuuden kasvu rakenteessa. Mikäli rakenteeseen on mahdollista vapaasti kulkeutua kosteutta, saattaa tuhkan irtotiheys nousta lähelle maa-ainesten tiheyttä. Pohjatuhkat vastaavat pengerkäytössä rakeisuudeltaan vastaavaa materiaalia. Tuhkat soveltuvat erilaisten kunnallistekniikan kaivantojen kuten viemäri-, vesijohto-, kaukolämpö- sekä sähkö- ja puhelinkaapelikaivantojen täytemateriaaleiksi ja arinaksi silloin, kun pohjavedenpinta on riittävän alhaisella tasolla. Sopiva täytemassan puristuslujuus on enintään 1 MPa. Kaivantojen alkutäyttöön putkien päälle ei liian kovaksi lujittuva tuhka sovellu, vaan täyttö on tehtävä hyvin tiivistettävissä olevalla kitkamaalla. Sivutäyttö on mahdollista tehdä putken puoliväliin saakka, jolloin putken myöhempi uusiminen tai korjaaminen on mahdollista. Tuhkien käyttömahdollisuudet kaivantojen täytöissä on kuitenkin tarkistettava laitteiden valmistajilta, joilla saattaa olla omia vaatimuksia käytettävästä maa-aineksesta. Alla olevassa kuvassa on esitetty eri käyttöluokkien tuhkien soveltuvuutta eri täyttö- ja pengertarkoituksiin. Kuva 7.1 Tuhkien soveltuvuus eri täyttö- ja pengertarkoituksiin. Suluissa ilmoitettujen tuhkien käyttöluokkien vaatimukset on selitetty luvussa 3.3 Tuhkien luokittelun periaatteet.35 Tuhkarakentamisen käsikirja 33 Käytettäessä tuhkia putkijohtokaivannoissa on aina otettava huomioon tuhkien korroosioominaisuudet. Haponkestävä teräs, lyijy, betoni ja muovi kestävät tuhkatäytössä, mutta valurauta, teräs ja alumiini syöpyvät. Myös galvanoidut ja kuumasinkityt teräsrakenteet syöpyvät tuhkassa. Hiiliteräs on havaittu korroosioherkäksi sekä tuhkassa että normaalissa pohjamaassa. Korroosiovaaraa ei ole tai vaara on pieni bitumi- ja sinkkipinnoitetuilla valurautaputkilla, joissa pinnoite on säilynyt ehjänä. Pohjatuhka ja lentotuhka eivät sellaisenaan aiheuta vaaraa suojaamattomalle kuparille, mutta lentotuhka rikinpoistolopputuotteen kanssa sekoitettuna aiheuttaa syöpymää ja voimakasta pintakerrostumaa kuparin pinnalle. (Havukainen et al. 1987) Ympäristörakennesovelluksissa, kuten esimerkiksi meluvalleissa voidaan tuhkien keveyden ansiosta säästää perustamiskustannuksissa. Lisäksi lentotuhkan lujittumisominaisuus mahdollistaa jyrkkien luiskien teon ja meluvalli saadaan sijoitettua kapeampaan tilaan pienemmillä massoilla. Luiskaa voidaan vahvistaa myös geovahvisteilla. Alla olevassa kuvassa on esitetty esimerkkejä tuhkaa sisältävien meluvallien tyyppirakenteista. Kuva 7.2 Esimerkkejä tuhkaa sisältävistä meluvallirakenteista.36 34 Tuhkarakentamisen käsikirja 8 Heikkolaatuisten massojen stabilointi 8.1 Massasyvästabilointi Massasyvästabilointimenetelmä on kehitetty Suomessa heikkolaatuisten maa-ainesten stabilointiin 1990-luvun alussa. Menetelmä on levinnyt laajasti myös kansainvälisesti. Suomessa massasyvästabilointia on käytetty tie-, katu-, kunnallistekniikka-, rata-, kenttä-, satama- ja pilaantuneiden maiden kohteissa. Massasyvästabilointi tehdään maa-ainekselle, joka ei heikkojen kantavuusominaisuuksien vuoksi sovellu rakentamiseen. Massasyvästabiloinnissa heikkolaatuiseen maahan sekoitetaan sideainetta homogeenisesti, kaivinkoneeseen liitetyn sekoituslaitteiston avulla. Kuiva sideaineseos puhalletaan sekoittimen päähän ja pystysuunnassa liikkuva sekoitin sekoittaa sideaineseoksen homogeenisesti maahan 6,0 metrin syvyyteen asti (joissakin tapauksissa stabilointi myös syvemmälle on mahdollista). Menetelmän periaate sekä siinä käytettäviä laitteita on esitetty kuvassa 8.1. Massasyvästabiloinnissa stabiloitu maakerros muodostaa lujittuneen laatan ja parantaa pohjamaan ominaisuuksia rakentamiseen. Tyypillisiä massasyvästabiloitavia maa-aineksia ovat savet, liejut, turpeet ja ruoppausmassat. Massasyvästabiloinnin avulla voidaan välttyä massanvaihdolta, ja stabiloituja heikkolaatuisia massoja voidaan hyödyntää myös täytöissä. Kuva 8.1. Massasyvästabiloinnin sekoituskärki (vasemmalla) ja periaatekuva (oikealla). Menetelmässä sideaine syötetään ilmanpaineella sekoittimen kärkeen. Pyörivä sekoitin sekoittaa sideaineen maa-aineksen sekaan. Sekoittimen varsi liikkuu pystysuunnassa, millä saadaan koko massa sekoitettua. (Kuvat: Allu Finland Oy) Sideaineiksi massasyvästabilointiin soveltuvat erilaisten kaupallisten sideaineiden lisäksi erilaiset teollisuuden sivutuotteet, kuten lentotuhkat ja fosfokipsi. Ennen stabilointia suositellaan tehtäväksi stabiloituvuustutkimus, jolla selvitetään optimaalinen sideainemäärä kohteelle. Tarvittava sideainemäärä vaihtelee voimakkaasti maa-ainestyypin (savi, turve tms.) sekä sen ominaisuuksien, kuten vesipitoisuus, humuspitoisuus, ph yms. mukaan. Paljon humusta sisältävät tai alhaisen ph:n omaavat maa-ainekset vaativat usein suuremman määrän sideainetta. Tuhkan osuus massasyvästabiloinnissa vaihtelee usein kg/m 3 välillä. Näin ollen esim m 3 stabilointiin tarvittaisiin tonnia tuhkaa. Puristuslujuuden tavoitetaso massasyvästabiloinnissa on yleensä kpa. Liikennevirasto on esittänyt massasyvästabiloinnin suunnitteluperiaatteet julkaisussa Syvästabiloinnin suunnittelu Tien pohjarakenteiden suunnitteluohjeet, Liikenneviraston ohjeita 11/2010.37 Tuhkarakentamisen käsikirja Prosessistabilointi Prosessistabilointi on Suomessa 2000-luvulla kehitetty asemastabilointimenetelmä ruoppausmassojen ja muiden pehmeiden ylöskaivettujen maa-ainesten stabilointiin. Menetelmä soveltuu myös pilaantuneiden massojen stabilointiin. Prosessistabilointimenetelmässä stabiloitava sedimentti syötetään kaivinkoneella prosessistabilointilaitteistolle. Kuivat sideaineet syötetään prosessistabilointilaitteistoon painesyöttimillä siiloista, kun taas kosteat sideaineet syötetään hihnakuljettimella prosessistabilointilaitteistolle. Ruoppausmassa ja sideaineet sekoittuvat tehokkaasti sekoitusyksikössä. Sekoitettu massa tyhjennetään sekoittimen alaosasta ja siirretään sijoitusaltaaseen. Prosessistabiloinnin asemasekoituslaitteisto on esitetty kuvassa 8.2 Kuva 8.2. Prosessistabilointilaitteiston toimintaperiaate. Stabiloitava massa syötetään proomuista aseman syöttötasolle A, jossa tapahtuu esisekoitus ja homogenisointi. Syöttötasolla annostellaan myös reseptin mukaiset sideainekomponentit jotka tulevat joko takana olevista siiloista tai kuvan vasemmassa reunassa näkyvältä hihnakuljettimelta. Ruoppausmassa ja sideaineet sekoitetaan paineistetussa kaksoisakselisekoittimessa B. Käsitelty massa puretaan osassa C ja siirretään loppusijoitusalueelle. (Kuva: Biomaa Oy) Prosessistabilontilaitteistolla stabiloitu massa voidaan hyödyntää mm. satamakenttien ja aluetäyttöjen rakenteissa. Prosessistabilointia voidaan soveltaa myös pilaantuneiden massojen stabilointiin. Prosessistabiloinnin avulla on saatu hyviä tuloksia esimerkiksi tributyylitinan (TBT) liukoisuuksien alentamisessa. Prosessistabilointiin soveltuu samanlaiset sideaineet kuin massasyvästabilointiin. Myös prosessistabiloinnissa on materiaalin stabiloitavuus tutkittava ennen stabilointityön aloittamista. Prosessistabilointi antaa tasalaatuisemman sekoitustuloksen kuin massasyvästabilointi, minkä ansiosta prosessistabiloinnissa tarvittavat sideainemäärät voivat olla hieman massasyvästabiloinnin vastaavia pienempiä.38 36 Tuhkarakentamisen käsikirja 8.3 Muut stabiloinnit Kaivettuja massojen stabilointia voidaan tehdä myös aumassa, jolloin suuria määriä runko- ja sideainetta voidaan sekoittaa keskenään tehokkaasti (Kuva 8.3). Lisäksi pieniä määriä on mahdollista stabiloida seulakauhalla, joka murskaa ja seuloo samanaikaisesti stabiloitavan aineksen ja sideaineen. Massasyvästabiloinnin alapuolisiin kerroksiin on sovellettu myös pilaristabilointia, jossa maa-aineksesta stabiloidaan maan alle pilareita joille kuormitus jakautuu, esimerkiksi sen päällä olevan massasyvästabilointikerroksen kautta. Kuva 8.3 Aumasekoitus - tuhkan ja sementin sekoitus. (Kuvat: Harri Jyrävä, Ramboll)39 Tuhkarakentamisen käsikirja 37 C-osa: Rakennuttaminen40 38 Tuhkarakentamisen käsikirja 9 Tuhkat rakennuttamisen kannalta Rakennuttamisen näkökulmasta mahdollinen tuhkien ja muiden sivutuotteiden käyttö hankkeessa tulisi arvioida jo hankkeen valmistelevassa vaiheessa, jolloin voidaan selkeimmin kohdistaa niihin perustuvat ratkaisut niille soveltuviin kokonaisuuksiin, ja niiden mahdollistamat taloudelliset ja tekniset hyödyt olisivat selkeimmin arvioitavissa. Tällä hetkellä jätteiden, sivutuotteiden ja uusiomateriaalien hyödyntämistä ei varsinaisesti ole huomioitu erikseen julkisien hankintamenettelyiden pisteytyksissä, mutta tulevaisuudessa kyseisten materiaalijakeiden merkitys tullee korostumaan. Tuhkien hyötykäytön ensimmäinen vaihe on selvittää sen tekniset ja ympäristölliset ominaisuudet, joiden perusteella voidaan arvioida niiden soveltuvuus tai jalostettavuus eri maarakentamisen osa-alueille. Tuhkan haitta-aineiden kokonaispitoisuuksien ja liukoisuuksien perusteella voidaan selvittää onnistuuko tuhkan hyödyntäminen ilmoitusmenettelyllä vai tarvitaanko ympäristölupa. Tätä kautta voidaan myös helpommin varautua lupaprosessin pituuteen ja huomioida sen vaikutus toteuttamisen aikatauluun. Tuhkien hyödyntämisen kannalta merkittävä huomioitava seikka on tuhkien muodostumisen ja maarakentamisen ajankohdan eriaikaisuus. Voimalaitoksissa muodostuu tuhkaa vuosittain yleensä talviaikaan enemmän, kun taas kesäkuukausina tuhkan muodostuminen on vähäistä. Tuhkan saatavuuteen vaikuttaa tuhkien tuotantomäärät eri aikoina ja tuhkasiilojen koko. Tämän vuoksi tuhkatoimitusten yksityiskohdat on varmistettava tapauskohtaisesti jo hyvissä ajoin. Tuhkarakentamisen avulla voidaan saavuttaa selviä kustannussäästöjä tietyissä tapauksissa sekä tuottaa kokonaisuudessaan ekologisempia ratkaisuja. Varsinaisen rakentamistyön kustannukset ovat käytännössä vastaavat kuin vastaavilla tavanomaisilla menetelmillä toteutettavan maarakentamisen kustannukset. Kustannuseroja tuhkarakentamisen eduksi muodostuu kuitenkin useissa tapauksissa vastaaville vaatimuksille suunniteltujen rakenteiden ja alhaisemman materiaalitarpeen myötä. Tuhkarakenteen elinkaari poikkeaa normaalista kiviainesrakenteesta, mikä on suositeltavaa huomioida jo rakennuttamisvaiheessa ja päätöksenteossa. Tuhkarakentamisvaihtoehto vaikuttaa seuraavien rakentamista koskevien asiakirjojen sisältöön: Tarjouspyyntökirje Urakkaohjelma Turvallisuusasiakirja Tarjouslomake Urakkasopimus Työkohtainen työselostus tai työtapaohjeistus Taulukkoon 9.1 on koottu muistilista asioita, jotka on otettava huomioon tuhkarakentamisen rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa sekä valmiin rakenteen seurantavaiheessa, sekä tieto missä käsikirjan kappaleessa asiaa on käsitelty.41 Tuhkarakentamisen käsikirja 39 Taulukko 9.1 Muistilista tuhkarakennuttamisessa huomioon otettavista asioista. Vaihe Rakennuttaminen Suunnittelu Rakentaminen Dokumentointi Rakentamisen jälkeinen seuranta ja ylläpito Huomioitavia asioita tuhkien soveltuvuus hankkeeseen tuhkien saatavuus ja toimituskapasiteetti muiden sivutuotteiden saatavuus ja soveltuvuus välivarastointimahdollisuudet (luku 12 ) tuhkarakentamisen kustannukset ympäristölupa-asiat tai ilmoitusmenettely (luku 10 ) rakentamisen valvonta (luku 13 ) tuhkan soveltuvuus ympäristöön (pohjavesi, kasvillisuus, korroosio, pölyäminen, liettyminen, eroosio) tuhkan tekniset ominaisuudet (optimivesipitoisuus, maksimi kuivatilavuuspaino, rakeisuus, puristuslujuus, jäätymissulamiskestävyys, routivuus) (luku 3 ) vaatimukset rakennuspohjalle (luku 13 ) kantavuus- ja routamitoitus (luku 6 ) kiviainesrakenne varalle työsuojelu (luku 13.4 ) sääolosuhteet (sade, tuuli, pakkanen) (luku 13.2 ) kuljetus- ja rakennuskaluston soveltuvuus ja kapasiteetti (luku 12.1 ) materiaalien laatuseuranta (vesipitoisuus, sideaine, sekoituslaatu) (luku 13 ) tiiviys- ja kantavuusmittaukset (luku 13 ) tuhkarakenteen sijaintitieto käytetyt materiaalit ja määrät tilaajan edellyttämät tekniset mittaukset lupaviranomaisen edellyttämät seurannat rakenteiden ylläpito Käytöstä poistaminen kaivettujen massojen sijoittaminen (luku 13.5 )42 40 Tuhkarakentamisen käsikirja 10 Ilmoitusmenettely- ja ympäristölupakäytäntö Tuotteistamattomien (sivutuote/eow) tuhkien hyötykäyttö on mahdollista pääsääntöisesti kahden eri menettelyn kautta, joko ilmoitusmenettelyllä (ns. MARA-asetus) tai ympäristöluvalla. Harvinaisempina mahdollisuuksina kysymykseen tulevat joissakin kunnissa käytössä oleva rekisteröintimenettely pienille sivutuotemäärille sekä selvästi koetoimintatyyppisissä tapauksissa koetoimintailmoituksen mukainen menettely. Tuhkien hyötykäyttöön liittyviä viranomaisia ovat: - elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskus), - aluehallintovirastot (AVI) sekä - kuntien ympäristölupaviranomaiset. Näiden tehtävät on jaettu siten, että ELY-keskukset rekisteröivät ns. MARA-ilmoituksia ja kuntien ympäristölupaviranomaiset ja aluehallintovirastot käsittelevät ympäristölupia. Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä (MARA-asetus, VNa 591/2006 ja VNa 403/2009, Liite 1) sallii hyötykäytön ilmoitusmenettelyllä silloin, kun tuhkat kuuluvat asetuksen piiriin. Näitä tuhkia ovat kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton tuhkat silloin, kun ne täyttävät asetuksessa annetut kokonaispitoisuus- ja liukoisuusraja-arvot. Rakennettavan kohteen tulee olla asetuksen mukainen ja peitetty tai päällystetty ja tuhkarakenteen paksuuden enintään 150 cm. Asetus koskee mm. yleisiä teitä, katuja, kevyen liikenteen väyliä, urheilukenttiä ja -reittejä, pysäköintialueita sekä erikseen mainittuja teollisuuden ja liikenteen alueita. Asetusta ei sovelleta pohjavesialueilla eikä se koske esimerkiksi meluvalleja ja yksityisteitä. Ilmoituksen alueen ELY-keskukseen ympäristönsuojelulain 65 mukaiseen tietojärjestelmään tekee hyödyntämispaikan haltija tai jätteen tuottaja hyödyntämispaikan haltijan valtuuttamana. Hyödyntäminen voidaan aloittaa vasta, kun ilmoitus on rekisteröity. Asetus sallii varastoinnin hyödyntämispaikalla 4 viikon (suojattuna 10 kuukauden) ajan ennen hyödyntämistä. Muulla tapahtuvaan varastointiin ja materiaalin käsittelyyn on oltava voimassa oleva ympäristölupa kyseiselle alueelle. Malli ns. MARA-ilmoituksesta on esitetty liitteessä 2. Mikäli tuhka ei täytä MARA-asetuksen vaatimuksia tai mikäli tuhkalaatu tai sen käyttösovellutus ei kuulu asetuksen piiriin, tuhkan käytölle on haettava ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukainen ympäristölupa. Ympäristölupaa haetaan kunnan ympäristöviranomaiselta, jos vuosittainen hyödynnettävä määrä on alle t ja aluehallintoviranomaiselta (AVI), jos määrä on t tai sen yli (UUMA-materiaalit, 2010). Taulukkoon 10.1 on koottu ilmoitusmenettelyn ja ympäristöluvan keskeiset periaatteet ja asiaa käsittelevät viranomaiset. Taulukko 10.1 Jätetuhkien ilmoitusmenettelyä ja ympäristölupaa koskevat keskeiset periaatteet ja asiaa käsittelevät viranomaiset. Menettelytavat eivät koske tuotteistettuja tuhkia (sivutuote/eow). Tuhkan luokitus Menettelytapa Tuhkalaatu Viranomainen MARA-asetus täyttyy Ilmoitusmenettely Biotuhkat / Kivihiilituhkat ELY-keskus MARA-asetus ylittyy / Muut kuin MARA-asetuksen sivutuotteet tai sovellukset Ympäristölupa Kaikki tuhkat Kunnan ympäristölupaviranomainen: hyödynnettävä määrä < t/a Aluehallintoviranomainen: hyödynnettävä määrä t/a MARA-asetus: VNa 591/2006 ja VNa 403/2009 Pienien tuhkamäärien hyödyntäminen on periaatteessa mahdollista myös Ympäristönsuojelulain (86/2000) 19 mukaisella kuntien ympäristösuojelumääräyksien rekisteröintimenettelyllä, mikäli sellainen on kunnassa olemassa. Kyse on menettelystä, jossa kiviainesta korvaavia jätteitä voidaan sijoittaa pieniä määriä maaperään (esimerkiksi Espoon kaupungin ympäris-43 Tuhkarakentamisen käsikirja 41 tönsuojelumääräykset 11). Rekisteröintimenettelyn piiriin soveltuva tuhkamäärä on niin pieni, että käytännössä toteutettava kohde koskee joko pehmeikön massasyvästabilointia ja siinä tuhkan hyötykäyttöä stabiloinnin sideaineena tai muutoin pientä rakentamiskohdetta. Eräissä tapauksissa on mahdollista edetä nk. koetoimintailmoituksen mukaisesti. Kysymyksessä on ympäristönsuojelulain 61 :n mukainen toiminta. Ilmoituksen käsittelijä on joko kunnan ympäristöviranomainen tai isommissa ja/tai useamman kunnan alueelle sijoittuvissa kohteissa AVI. Koetoiminta on lyhytaikaista toimintaa, jossa kokeillaan menetelmiä tai laitteita. Ilmoituksen käsittelijäviranomaiseen on välttämätöntä olla yhteydessä ennen koetoimintailmoituksen jättämistä, jotta voidaan varmistua menettelyn soveltuvuudesta kohteeseen ja siihen tarvitaanko kohteen mahdollisesti pysyväksi jäävälle rakenteelle lisäksi ympäristölupa. Ympäristölupaa varten kohteelle tulee olla laadittuna työsuunnitelma, josta käy ilmi kuinka paljon ja millä tavoin sivutuotetta tullaan kohteella käyttämään (määrät, menetelmät, rakenteet, varastointi ja kohteen tiedot, naapurit ym.). Lisäksi ympäristöluvassa todetaan kaikki sivutuotteella rakentamisesta aiheutuvat riskit ympäristölle ja ihmisille sekä toimenpiteet haittojen ehkäisemiseksi. Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet ympäristölupahakemuksen laatimiseen löytyvät ympäristöhallinnon verkkopalvelusta (www.ymparisto.fi). Samasta verkkoosoitteesta löytyvät MARA-ilmoituksen ohjeet ja lomakkeet. MARA-ilmoituslomakkeen täyttäminen on selväpiirteisempää kuin ympäristölupalomakkeen, mutta siinäkin on huomioitava, että tuhkan ominaisuuksien lisäksi kohteesta tulee esittää tietoja mm. rakenteesta sekä kohteen sijainnista suhteessa vesistöihin, kaivoihin ja pohjavesialueisiin. MARA-asetuksen mukaiset tuhkien liukoisuudet ja pitoisuudet määritetään tuhkasta sellaisenaan. Tuhkan seostamisella, vanhentamisella ja stabiloinnilla voidaan vaikuttaa tuhkan ominaisuuksiin liukoisuuksia pienentävästi. Nämä tapauskohtaiset käsittelyt voidaan esittää ympäristölupahakemuksissa lisätietoina, koska ne kuvaavat paremmin materiaalin ominaisuuksia rakenteessa, vaikkakin ympäristöluvissa tarkastellaan tuhkien liukoisuuksia ja pitoisuuksia pääsääntöisesti sellaisenaan. Taulukkoon 10.2 on koottu kokemusten perusteella suuntaa-antavia käsittelyaikoja ympäristölupa- ja ilmoitusmenettelyissä. Ennen luvan hakemista on kuitenkin syytä olla yhteydessä lupaviranomaiseen, koska käsittelyaikaan vaikuttavat mm. lupienkäsittelyruuhkat, lautakuntien kokousajat sekä lupien kuulutusajat. Lisäksi hakemusaineiston täydennyspyynnöt voivat lisätä luvan käsittelyaikaa merkittävästi. Taulukko 10.2 Ilmoitusmenettelyn ja ympäristöluvan suuntaa-antavat käsittelyajat. Viranomainen Menettelytapa Käsittelyaika ELY-keskus Ilmoitusmenettely 1 kk Kunnan ympäristöviranomainen Aluehallintoviranomainen (AVI) Ympäristölupa Koetoimintailmoitus Rekisteröinti (ei kaikissa kunnissa) Ympäristölupa Koetoimintailmoitus > 4 kk >1 kk >1 kk > 10 kk > 1 kk Ympäristölupamenettelyn yksinkertaistamiseksi hakija voi neuvotella lupaviranomaisen kanssa usean samantyyppisen hankkeen lupien hakemisesta kerralla (nippuna). Tällöinkin lupahakemukset on laadittava kohdekohtaisina, mutta menettelyllä voidaan tehostaa lupien laatimista ja viranomaisen päätösten valmistelutyötä. Tuhkan hyötykäyttö saattaa vaatia ympäristövaikutusten arviointi -asetuksen (YVA-asetus) (VNa 713/2006) 6 12-kohdan mukaista menettelyä, mikäli hankkeen tuhkamäärä on vähintään t. YVA-menettelyn tarpeen arvioinnista, tulee olla yhteydessä alueen ELYkeskukseen.44 42 Tuhkarakentamisen käsikirja 11 Taloudellisten ja ympäristölle koituvien hyötyjen laskeminen 11.1 Tuhkarakentamisen kustannukset Tällä hetkellä tuhkarakentamisen kustannuksista ei ole olemassa varsinaisesti yleistä koottua tietoa. Kustannukset voidaan kuitenkin jakaa yleisellä tasolla materiaalin varastoinnin ja käsittely, kuljettamisen sekä rakentamisen kustannuksiin. Lisäksi huomionarvoinen asia on vaikutus elinkaarikustannuksiin, joita on käsitelty seuraavassa alaluvussa. Tällä hetkellä suositeltavin tapa on vertailla tuhkarakentamisen kustannuksia vastaaville toiminnallisille vaatimuksille mitoitettujen kiviainesrakenteiden kustannuksiin, joiden kustannuksia voidaan arvioida ja osittaa kohtuullisen tarkasti. Seuraavissa kappaleissa on avattu kyseisellä periaatteella tuhkarakentamisen vaikutuksia eri kustannusosiin. Varastoinnin ja käsittelyn kustannukset riippuvat käytetystä menetelmästä (luku 12 ) ja olemassa olevasta infrastruktuurista, joten niiden arviointi yleisellä tasolla on ongelmallista. Yleensä onkin järkevintä laskea kokonaishinta perille toimitetulle valmiiksi käsitellylle materiaalille. Kokonaismateriaalikustannus voikin siten olla joko positiivinen tai negatiivinen riippuen materiaalin jalostusasteesta ja tuhkan tuottajan osallisuudesta. Kuljetuskustannuksiin tuhkarakentamisella on käytännössä aina positiivinen vaikutus, jos matkaeroja ei oteta huomioon, koska tuhka on kiviaineksia kevyempää ja useimmiten tarvittavat materiaalimäärät ovat pienempiä verrattuna. Rakentamisen kustannuksiin vaikuttavat materiaalikustannusten lisäksi työn kustannukset, jotka vertautuvat päällysrakenteisiin sopivissa tuhkarakentamismenetelmissä vastaaviin kiviainesrakentamisen menetelmiin (Taulukko 11.1). Muissa stabilointimenetelmissä tuhkien ja myös muiden sivutuotteiden vaikutus kohdistuu pääosin sideainekustannuksiin. Taulukko 11.1 Päällysrakenteisiin soveltuvien tuhkarakentamismenetelmien vastaavuudet ja vaikutukset verrattuna kiviainesrakentamiseen. Rakennetyyppi Rakentaminen Vaikutukset muihin kustannusosiin Pohjatuhka Massiivilentotuhka ja tuhkaseos Kerrosstabilointi Vastaa hiekalla tapahtuvaa rakentamista Vastaa 0 32 mm kalliomurskeella rakentamista. Vaatii mahdollisesti enemmän tiivistämistä ja laadunvalvontaa. Vastaa muita in-situ - stabilointimenetelmiä. - Materiaalikustannukset - Kuljetuskustannukset - Materiaalikustannukset - Kuljetuskustannukset - Materiaalien määrät - Elinkaarikustannukset - Sideainekustannukset - Päällystyskustannukset45 Tuhkarakentamisen käsikirja Elinkaariarviointi Rakenteen kustannuksia ja ympäristökuormitusta sen koko elinkaaren aikana voidaan arvioida hankekohtaisesti elinkaariarvioinnin avulla. Elinkaariarvioinnissa voidaan vertailla kahden eri rakennevaihtoehdon ympäristöllisiä ja taloudellisia vaikutuksia. Vertailun pohjalta voidaan valita toteutettavaksi rakenne, jolla kustannukset tai ympäristökuormitukset ovat pienemmät. Elinkaariarvioinnin avulla voidaan todentaa laskennallisesti, miksi vaihtoehtoinen rakenne, esimerkiksi sivutuotteilla rakennettuna, on kannattavaa niin taloudellisesti kuin ympäristönkin kannalta. Rakenteen kustannuksia elinkaaren aikana arvioidaan hankekohtaisesti LCC:n (life cycle costing) eli elinkaarikustannusten kautta. Arvioinnissa lasketaan rakentamisen ja rakenteen koko elinaikana aiheutuvat kustannukset. Kun näitä kustannuksia verrataan vaihtoehtoisen rakenteen kustannuksiin samalla aikavälillä, voidaan laskea vaihtoehtoisesta rakenteesta saatava rahallinen hyöty. Ympäristökuormitusta voidaan arvioida laskennallisesti samaan tapaan kuin taloudellista hyötyä. Rakentamisen ja rakenteen ympäristöllisiä haittoja koko elinkaaren aikana arvioidaan LCA:n (life cycle assessment) avulla. Näitä haittoja verrataan vaihtoehtoisen rakenteen saman eliniän aikana aiheutuviin haittoihin. Vertailun avulla saadaan näyttöä siitä, kuinka paljon erilaisilla rakenneratkaisuilla voidaan vaikuttaa ympäristövaikutuksiin. Elinkaariarviointiin on olemassa ISO-standardi (ISO sarja 14040), jonka perustalta arviointia voidaan suorittaa. Kuvassa 11.1 on esitetty esimerkinomaisesti supistetun LCA-tarkastelun tuloksia. Kyseisessä laskennassa on verrattu kerrosstabiloinnin ja tavanomaisen korjausrakentamisen materiaalikuljetuksista aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. Kuva 11.1 Materiaalikuljetusten LCA kahdella eri vaihtoehdolla. Tarkasteltava tuotantoyksikkö on yksi kilometri tierakennetta. Vaihtoehdossa 1 tierakenne on stabiloitu 250 mm tuhka-sementtikerrosstabiloinnilla ja vaihtoehdossa 2 tien tasausviivaa on nostettu 300 mm murskelisäyksellä. Kyseiset vaihtoehdot ovat olleet esillä tienparannushankkeen vaihtoehtoina, joilla on pyritty kasvattamaan tien kantavuutta. Vaihtoehdossa 2 on lisäksi huomioitu myös hyötykäyttöön päätymättömän tuhkan kuljetuskustannukset kaatopaikalle.46 44 Tuhkarakentamisen käsikirja47 Tuhkarakentamisen käsikirja 45 D-osa: Rakentaminen48 46 Tuhkarakentamisen käsikirja 12 Materiaalien käsittely, varastointi ja logistiikka Tuhkarakentamisen erottaa tavanomaisesta kiviainesrakentamisesta se, että lentotuhkien tekniset ja ympäristölliset ominaisuudet voivat muuttua merkittävästi koko materiaalin käyttöketjun aikana. Tämän takia ketjun eri osioiden laadunvalvonta tulee olla huolella suunniteltu. Käsittely-, varastointi- ja logistiset menetelmät tulee valita tuhkan käyttötarkoituksen mukaan (Kuva 12.1). Materiaalin vesipitoisuuden hallinnalla on tässä ketjussa hyvin keskeinen rooli. Se vaikuttaa toisaalta käsittelyn ja kuljetuksen toimivuuteen ja taloudellisuuteen, ja toisaalta materiaalin laatuun. Rakentamishankkeiden aloituspäätökset on myös tärkeää tehdä hyvissä ajoin, jotta materiaalivaraukset ja tuhkan varastointi voidaan hoitaa hallitusti ja kustannustehokkaasti. Myös suunnittelu ja tarvittavat materiaalitutkimukset on käynnistettävä riittävän ajoissa, jopa vuosi ennen suunniteltua rakentamista. Varastointiin on kiinnitettävä tuhkarakentamisen yhteydessä erityishuomiota, koska varastointimenetelmällä ja -ajalla on merkittävä vaikutus materiaalin laatuun. Kuva 12.1 Eri lentotuhkan käyttökohteille soveltuvat varastointi- ja käsittelymenetelmät Käsittely ja kuljetus Tuhkien käsittelyssä ja kuljetuksessa on neljä eri materiaalista ja käyttömuodosta riippuvaa lähtökohtaa: täysin kuivan lentotuhkan-, kostutetun lentotuhkan-, sideaineella jalostetun lentotuhkan- sekä pohjatuhkan käsittely ja kuljetus. Lentotuhkat sitovat vettä huomattavia määriä ja vaikuttavat kuivilta korkeissakin vesipitoisuuksissa (Kuva 12.2). Kuiva lentotuhka on hienojakoista ja pölyävää materiaalia. Pölyhaitat vähenevät merkittävästi, kun lentotuhkan sekaan lisätään vettä % materiaalin kuivapainosta. Ennenaikaisesti lisätty vesi kuitenkin vähentää lentotuhkan lujittumispotentiaalia. Tämän takia lentotuhkakohtainen optimaalinen pölyämättömyyskosteus ja veden lisäyksen vaikutus lentotuhkan laatuun on suositeltavaa tutkia laboratoriossa etukäteen, jotta vältytään lentotuhkan laadun ennen aikaiselta heikkenemiseltä ennen käyttöä. Pölyävyyden lisäksi käsittelytavoissa on huomioitava työturvallisuustekijät (Luku 13.4 Työturvallisuus).49 Tuhkarakentamisen käsikirja 47 A B C Kuva 12.2 Lentotuhkaa eri vesipitoisuuksissa: A) w < 1 %, B) w = 26 % (optimi), C) w = 41 %. (Kuva: Olli Kiviniemi, Ramboll) Kuivaa lentotuhkaa tulee käsitellä, kuten muitakin pölyämiselle herkkiä materiaaleja. Siirtäminen säiliöstä toiseen tapahtuu pneumaattisesti. Kuiva lentotuhka kuljetetaan joko säiliöautolla tai tiiviskontissa. Pölyämättömäksi kostutettua lentotuhkaa voidaan käsitellä, kuten hienoja hiekkamaisia materiaaleja. Lentotuhka tosin kuivuu lämpimällä ja tuulisella säällä nopeasti, minkä vuoksi varastokasan tai kuorman pintaa on suositeltavaa kastella ennen käsittelyä. Kostutetun lentotuhkan kuljettamisessa voidaan käyttää kiviaineksen kuljetukseen soveltuvaa kalustoa. Kuljetus on suositeltavaa suorittaa kaarevapohjaisilla lavoilla, jolloin kuorman purkaminen työmaalla helpottuu. Kuormat tulee peittää tiiviisti pölyämisen estämiseksi Lentotuhkan käsittely- ja kuljetustavoissa on huomioitava myös lentotuhkan lujittumispotentiaali kostutettua lentotuhkaa ei saa tiivistää eikä jättää työ- ja kuljetusvälineisiin paikalleen pitkäksi aikaa. Lujittumisen vaikutus korostuu erityisesti sideaineilla parannetulla lentotuhkalla. Kaupallisella sideaineella parannettu kostutettu lentotuhka tulee käyttää mahdollisimman nopeasti sekoituksen jälkeen. Käyttö seuraavana päivänä sekoituksesta ei ole mahdollista. Tuhkasiilojen tyhjentäminen tapahtuu yleisesti ruuvipurkaimilla. Purkunopeus vaihtelee laitoksittain, minkä vuoksi se kannattaa selvittää kuljetusaikoja arvioitaessa. Myös veden lisäysmahdollisuus sekä sen tarkkuus vaihtelevat laitoksittain. Kuljetusten ajankäyttöön vaikuttaa erityisesti kuljetettava matka, joka tulisi myös optimoida. Jos tuhkavarastoinnissa päädytään suurempaan välivarastoon, sen sijoituspaikka kannattaa valita voimalaitosten ja mahdollisten kohteiden sijainti huomioiden. Tuhkan kuljetuskustannuksia laskettaessa on huomioitava tuhkien tiheys ja kosteus (Taulukko 3.1). Esimerkiksi 10 t kuivalentotuhkamäärä voi painaa noin 12 t, kun se on kostutettu pölyämättömyyskosteuteen. Optimivesipitoisuuteen kostutettuna sama tuhkamäärä painaa t. Ylimääräistä vettä ei kannata kuljettaa pitkiä matkoja. Tämän takia optimivesipitoisuuteen kostuttaminen kannattaa tehdä lähellä rakentamiskohdetta, jos kuljetusmatka on pitkä. Pohjatuhkilla on rakentamisen kannalta vain vähän tai ei lainkaan reaktiivisuutta, joten ne eivät ole niin herkkiä veden lisäyksen suhteen. Pohjatuhkaa voidaan käsitellä, kuten luonnonhiekkaa.50 48 Tuhkarakentamisen käsikirja 12.2 Varastointi ja sen vaikutus tuhkan laatuun Tuhkarakentaminen keskittyy sulan maan ajanjaksolle, kun taas voimalaitosten tuhkantuotanto keskittyy pääosin talven kylmiin kuukausiin. Tuhkantuotannossa poikkeuksena ovat kuitenkin teollisuuden voimalaitokset, missä lämpöä ja sähköä tarvitaan tasaisesti jokaisena vuodenaikana ja tuhkaa muodostuu vastaavasti suhteellisen tasaisesti ympäri vuoden. Maarakentamisen sujuvuuden kannalta on tärkeää saada oikeanlaatuiset materiaalit haluttuun aikaan riittävällä toimituskapasiteetilla (Taulukko 12.1), minkä vuoksi tuhkan varastointi on usein pakollinen välivaihe tuhkan logistisessa ketjussa. Jäteverolain (1126/2010) 3 :n mukaan jätettä eli tuhkaa voi varastoida muista jätteistä erillään korkeintaan kolmen vuoden ajan ilman veroseuraamuksia. Taulukko 12.1 Työmaan asettamat tyypilliset tuhkantoimituskapasiteettivaatimukset eri menetelmillä. Kohde Massiiviset tierakenteet Pengertäyttö Stabiloinnin sideaine Toimituskapasiteetti t/h >100 t/h t/h Maarakentamiskäytön kannalta hallittu tuhkien varastointi voidaan jakaa kahteen eri pääluokkaan: kuivavarastointiin ja varastointiin kostutettuna Kuivavarastointi Kuivavarastointi voidaan toteuttaa hienorakeisen materiaalin varastointiin soveltuvissa suljetuissa varastohalleissa tai siiloissa (Kuva 12.3). Kuivavarastoinnissa oleellista on tuhkan purkutekniikka. Eri kuivavarastointiin soveltuvia varastotyyppejä on esitelty taulukossa Uuden, kapasiteetiltaan riittävän lentotuhkan kuivavarastointiin soveltuvan varaston rakentaminen voi olla kannattavaa, mikäli vuosittain syntyvä tuhkamäärä saadaan kokonaisuudessaan hyötykäytettyä. Uuden kuivavaraston rakentamisesta olisi logistista etua myös siinä mielessä, että purkulaitteisiin voisi yhdistää samalla sekoittimen mahdollisesti tarvittavan sideaineen ja halutun vesimäärän lisäämistä varten. Kuva 12.3 Periaatteet kuivan lentotuhkan varastointiin soveltuvista fluidipohjasiilosta ja varastohallista.51 Tuhkarakentamisen käsikirja 49 Taulukko 12.2 Tuhkien kuivavarastointiin soveltuvia varastotyyppejä (Ahlqvist, Niutanen 2003) Varastotyyppi Koko [m 3 ] Täyttöaste [%] Purkulaite Huom! Betonisiilo, tasapohjainen ruuvikuljetin Suomessa m 3 tuhkasiilo Terässiilo, tasapohjainen/kartio painovoimaisesti purkautuva Kalliosiilo Yksilöllisiä. Teräsrakenteinen halli täyttö: ruuvikuljetin ja etukuormaaja; purku: imulaitteisto, pneumaattiset siirtimet, elevaattori, etukuormaaja väliseinien käytöllä voitaisiin parantaa täyttöastetta (75 % täyttöasteella 30 % kustannussäästö) ja erotella tuhkalaadut Teräskontit (konttikentällä) kontin kuljetus käyttökohteelle Kontti 30 m 3 ; Ongelmat: tilantarve, automatisointi, ei referenssejä Suursäkit Ongelmat: tilantarve, automatisointi Ruiskubetonoidut holvirakenteet / Dometekniikka ruuvikuljetin, fluidipohja Ei Suomessa v Le Pillow täyttö: pneumaattisesti esim. säiliöautosta; purku: imulla tai pneumaattisesti Käytössä USA:ssa Olemassa olevan säiliön tai varaston muuttaminen, esim. öljysäiliö ruuvikuljetin, fluidipohja vanha öljysäiliö, ontelolaattavarasto Varastointi kostutettuna Tuhkan varastointi kostutettuna tulee kyseeseen silloin, kun tuhkaa pitää varastoida suuria määriä esimerkiksi tie- tai kenttärakentamista varten. Vesi vaikuttaa lentotuhkan ominaisuuksiin heikentävästi varastoinnin aikana, mutta käytännössä suuremmissa hankkeissa kostutettuna varastointi voi olla ainoa taloudellinen tapa varastoida lentotuhkaa. Pohjatuhkilla varastointi optimivesipitoisuuteen kostutettuna on suositeltavin tapa, koska se ei ole altista veden vaikutuksille varastoinnin aikana. Varastointi kostutettuna on mahdollista toteuttaa kahdella eri tavalla: hallitusti suuriin kasoihin läjittämällä tai varastoaumoissa. Läjittäminen on vähemmän tilaa vaativa ja yksinkertaisempi tapa varastoida. Se sopii hyvin silloin, kun lentotuhka hyötykäytetään sellaisenaan ja käytettävä tuhka on laadultaan homogeenista. Mikäli lentotuhkaa joudutaan sekoittamaan suuria määriä (suuri vedenlisäystarve tai sideaineen lisäys), aumavarastointi tulee varteenotettavaksi menetelmäksi, koska silloin säästytään ylimääräiseltä materiaalin siirtämiseltä. Pohjatuhkan varastointi voidaan käytännössä aina suorittaa läjittämällä eikä siihen tarvitse kiinnittää erityishuomiota. Lentotuhkan varastointi on yleensä suositeltavaa toteuttaa hallitun läjittämisen ja aumavarastoinnin yhdistelmällä, jolloin osa varastointialueesta varataan aumavarastointikäyttöön ja loput läjittämiseen. Läjittämisen tai aumaamisen aikana tuhkaa ei saa missään tapauksessa52 50 Tuhkarakentamisen käsikirja tiivistää esimerkiksi kasan päällä ajamalla. Kasojen tulee pysyä löyhänä, koska tiivistyessään kostea lentotuhka alkaa lujittua. Läjittäminen suoritetaan käytössä olevan siirtokaluston rajoitteet huomioiden. Periaatteessa muita kokorajoituksia kuin kasan korkeus ei ole, mutta voi olla järkevää jakaa varastoitava materiaali useampaan kasaan, jolloin materiaalia on helpompi ottaa eri osista esimerkiksi silloin, kun käytettävää lentotuhkaa pitää homogenisoida useammalta laitokselta tulevan materiaalin takia. Aumavarastointi kannattaa toteuttaa käytettävän aumasekoittimen toiminnalliset vaatimukset huomioiden. Kuvassa 12.4 on esitetty esimerkki aumojen sijoituksesta yhden hehtaarin kokoisella kentällä. Lentotuhka aumataan noin 4 6 m leveisiin ja 2,5 m korkeisiin aumoihin. Aumausalueen pohjan tulee olla tarpeeksi kantava, jotta aumasekoitin voi liikkua esteettömästi. Päällystetty kenttärakenne on suositeltavin ratkaisu aumausalueen pohjaksi. Aumojen päätyihin tulee jättää vähintään m ja sivuille 6 m vapaata tilaa sekoittimen liikuttelua ja kääntämistä varten. On huomioitava, että aumat siirtyvät noin 2 m eteenpäin jokaisen sekoituskerran yhteydessä, mutta toisaalta tämä siirtyminen voidaan minimoida vaihtamalla sekoitussuuntaa jokaisen sekoituskerran jälkeen. Näillä periaatteilla esimerkin hehtaarin (50 m x 200 m) kokoiselle kentälle mahtuu yhteensä neljä 180 m pitkää aumaa eli noin 5400 m 3 tuhkaa. Kuva 12.4 Esimerkki tuhkan aumavarastoinnista hehtaarin kokoisella kentällä. Kentälle mahtuu kyseisellä varastointitavalla 5400 m 3 tuhkaa yhdellä kertaa. Kasat ja aumat on suositeltavaa suojata kuvan 12.5 periaatteiden mukaisesti, mikäli tuhkaa varastoidaan pitempiä aikoja. Kasa ja sen reunat pitää muotoilla ja peittää siten, että sadevesi pääsee valumaan esteettömästi pois sen päältä. Mikäli on mahdollista, että sadevesi kerääntyy kasan reunoille niin sivuojat voivat tulla tarpeeseen. Kasa voi olla myös tarpeellista suojata alhaaltapäin. Mikäli kasaa ei suojata perusteellisesti, voidaan osa tuhkasta joutua hylkäämään sen kastuessa. Kuva Periaatekuva lentotuhkakasan suojaamisesta. Periaatteessa kaikki kenttäalueet, jotka eivät sijaitse tärkeillä pohjavesialueilla, soveltuvat tuhkien varastointiin. Myös uusien tuhkien varastoinnille tarkoitettujen kenttäalueiden rakentaminen voi olla kannattavaa, koska näin hallittu varastointi ja käyttö helpottuvat huomattavasti. Tuhkien varastoinnissa on kuitenkin huomioitavaa, että varastointitoiminta on luvanvaraista toimintaa.53 1-aksiaalinen puristuslujuus, 28 vrk [MPa] Tuhkarakentamisen käsikirja Varastoinnin vaikutus tuhkien tekniseen laatuun Lentotuhkien varastoinnilla on merkittävä vaikutus niiden teknisiin ominaisuuksiin ja sitä kautta rakentamisen kustannuksiin. Mitä tuoreemmasta ja kuivemmasta tuhkasta on kyse, sitä vähemmän sen jalostaminen aiheuttaa mahdollisia sideainekustannuksia. Pohjatuhkilla varastointi ei juuri vaikuta tekniseen laatuun. Kuivavarastoinnissa tuhkan maarakennusominaisuudet säilyvät paremmin kuin kostutettuna varastoitaessa. Kuiva lentotuhka säilyy reaktiivisena ja homogeenisena jopa vuosia. Kuivavarastointi on tuhkan pölyävyyden, käsiteltävyyden ja kuljetusten vuoksi kuitenkin haastavaa. Lisäksi kuivavarastointikapasiteetti on useimmiten rajallista. Tietyissä tuhkasovelluksissa kuivavarastointi on kuitenkin välttämätöntä tai siitä seuraa niin merkittävää etua, että sitä käytetään. Tällaisia sovelluksia ovat mm. tuhkan käyttö sementin lisäaineena ja tuhkan käyttö asfaltissa. Kostutus vähentää tuhkan reaktiivisuutta. Vaikutus alkaa heti kostutuksen jälkeen ja pääosa heikkenemisestä tapahtuu 1 2 viikon kuluessa (Kuva 12.6). Varastointiajan vaikutus ja sopiva varastointivesipitoisuus on tutkittava lentotuhkakohtaisesti. 1,6 4 h 1 vrk 7 vrk 28 vrk 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, ,5 1 1,5 2 Suhteellinen aksiaalinen muodonmuutos [%] Kuva 12.6 Eräällä lentotuhkalla saavutettavat yksiaksiaaliset puristuslujuudet 4 h, 1 vrk, 7 vrk ja 28 vrk materiaalin vanhentamisen eli kostuttamisen jälkeen.54 52 Tuhkarakentamisen käsikirja 12.3 Sekoitusmenetelmät Tässä osiossa käsitellään välivarastointipaikalla tapahtuvaa materiaalin jalostamiseen liittyvää sekoitusta. Työmaalla tapahtuvaa sekoitusta on käsitelty luvussa 13 Tuhkarakentaminen. Taulukko 12.3 Tuhkan jalostamiseen soveltuvat sekoitusmenetelmät Sekoitusmenetelmä Soveltuvuus Sekoituspaikka Kapasiteetti Ruuvisekoitin Lentotuhkan jalostaminen ja kostutus Voimalaitos, välivarastointialue, työmaa laitteiston mukaan Asemasekoitin Stabilointien sideaineseokset, lentotuhkaseosmateriaalit, lentotuhkan jalostaminen ja kostutus Välivarastointialue, työmaa t/h Aumasekoitin Stabiloinnin sideaineseokset, lentotuhkaseosmateriaalit, lentotuhkan jalostaminen ja kostutus Välivarastointialue t/h * Kevyet sekoittimet Pienet kohteet, ei vaativiin töihin, epähomogeenisuus todennäköistä Välivarastointialue t/h Jyrsinsekoittimet Lentotuhkan jalostaminen Työmaalla * Sekoituskapasiteetti ei sisällä aumojen rakentamista, mikä rajoittaa todellisuudessa sekoitustehon tasolle t/tv. Aumasekoitus Aumasekoitus soveltuu suurien massamäärien, kuten sementillä jalostettavan ja kostutettavan lentotuhkan tehokkaaseen sekoittamiseen. Sekoitus tapahtuu erillisellä aumasekoittimella, joka on materiaalia ulkoa sisäänpäin siirtävällä ruuvilla varustettu tela-alustainen kone (Kuva 12.7) Suomessa käytössä olevia aumasekoittimia varten sekoitettava materiaali kasataan sopiviin aumoihin (Kuva 12.4). Aumasekoittimen teoreettinen sekoituskapasiteetti voi olla 6000 m 3 tunnissa. Lentotuhka-aumat tarvitsevat kuitenkin yleensä useamman kääntökerran, jolla varmistetaan veden ja mahdollisen sideainelisäyksen tasainen jakautuminen. Tämän takia aumasekoittimen sekoituskapasiteetti lentotuhkan osalta on luokkaa 1000 m 3 /h. Sekoitustyön kokonaiskeston arvioinnissa on kuitenkin huomioitava myös muut työvaiheet, kuten aumojen rakentaminen ja veden lisääminen (luku 12.2 ). Kuva 12.7 Lentotuhkien jalostamiseen soveltuva aumasekoitin. (Kuva: Harri Jyrävä, Ramboll)55 Tuhkarakentamisen käsikirja 53 Asemasekoitus Asemasekoitus soveltuu pienempien materiaalimäärien, kuten kerrosstabiloinnin sideaineen, sekoitukseen. Asemasekoittimella on mahdollista sekoittaa hyvin hallitusti eri aineita halutussa suhteessa ja samalla kostuttaa sideaineseos halutulla vesimäärällä. Kuvassa 12.8 on esitetty lentotuhkapohjaista sideaineseosta valmistava asemasekoitin. Asemasekoittimen toimintakapasiteetti on esimerkiksi kerrosstabiloinnin sideaineseosta valmistettaessa noin 50 t/h valmista sideaineseosta. Toimintakapasiteetti riittää hyvin yhden stabilointityöryhmän tarpeisiin. Massiivirakentamisen materiaalien sekoituksessa kapasiteetti voi olla jopa 100 t/h riippuen massojen olomuodosta (kuiva/kostea) ja syöttötavasta (siilosta/kiviainessyötyöstä). Kuva 12.8 Asemasekoitin valmistamassa lentotuhkapohjaista sideaineseosta kerrosstabilointikäyttöön. (Kuva: Olli Kiviniemi, Ramboll) Ruuvisekoitus Ruuvisekoituksesta ei ole tällä hetkellä vielä kokemusta tuhkien sekoituksessa muualla kuin voimalaitosten siilojen purkuruuveissa, jotka on suunniteltu veden lisäykseen lentotuhkan kaatopaikkaläjitystä varten. Periaatteessa esimerkiksi liikuteltavan asematyyppisen ruuvisekoittimen avulla tuhkia voisi kostuttaa ja jalostaa tehokkaasti.56 54 Tuhkarakentamisen käsikirja 13 Tuhkarakentaminen Tässä luvussa on käsitelty tuhkarakentamisen työn suunnittelua, kuvattu eri työmenetelmät yleispiirteisesti sekä käsitelty tuhkarakentamisen työturvallisuuteen liittyviä erityispiirteitä Materiaaliketju ja sen suunnittelu Tuhkarakentamisen materiaaliketjun suunnittelussa lähtökohtana on tasainen ja riittävä materiaalin toimitusnopeus rakennustyömaalle sekä rakentamisen erilaisten tehtävien yhteensovittaminen. Tuhkarakentamisen materiaaliketjussa tulee huomioida materiaalin tuotannon ajankohta, joka tapahtuu suurimmalla volyymilla talven kylmimpinä kuukausina. Rakentaminen tapahtuu puolestaan loppukevään ja syksyn aikana, jonka vuoksi materiaalin varastointi on tuhkarakentamisessa suuressa roolissa. Varastointimenetelmien periaatteita ja muita käsittelyyn liittyviä periaatteita on käsitelty tarkemmin luvussa 12. Tuhkarakentamisen materiaaliketjua suunniteltaessa on otettava erityisesti huomioon seuraavat tuhka ja sivutuotemateriaaleja koskevat asiat: materiaalien saatavuus materiaalien varastointi ja sen vaikutus laatuun materiaalien jalostus (laatu ja kapasiteetti) materiaalien kuljetus ja rakentaminen (kalustot ja niiden kapasiteetti) Rakentamiseen tuotavien materiaalien kuljetuksen kannalta rakentaminen on suositeltavaa toteuttaa siten, että lähdetään liikkeelle kohteelle tuotavien kuljetusten tulosuuntaan nähden osuuden loppupäästä. Näin pyritään minimoimaan raskas liikenne sivutuoterakenteen päällä välittömästi levitys- ja tiivistysvaiheen jälkeen, jolloin rakenne ei ole vielä lainkaan lujittunut. Vasta rakennetun sivutuotekerroksen päällä liikkuvan raskaan liikenteen määrä on muiltakin osin pyrittävä mahdollisuuksien mukaan minimoimaan Työn suunnittelu Tuhkarakentamisen ennakkosuunnittelussa on huomioitava käytettäväksi suunnitellun tuhkan tyyppi ja varmistuttava siitä, että ennakkotutkimukset ja rakenteen mitoitus on tehty saman käyttöluokan tuhkalle kuin mitä käytetään varsinaisessa rakentamisessakin (ks. luku 3.3 Tuhkien luokittelun periaatteet). Erityisesti on huomioitava eri tavalla varastoitujen tuhkien väliset erot (esim. kuivana ja kostutettuna varastoitu lentotuhka). Myös käytettävissä olevan rakennuskaluston (kuljetukset, sekoitus, tiivistys) soveltuvuus ja kapasiteetin riittävyys on syytä varmistaa ja tarvittaessa testata etukäteen. Ennakkotestausta suoritetaan erityisesti, kun tarkkaillaan tuhkan hallittua varastointia ja sekoitusprosessia sekä tiivistymistä työmaalla, koska työmaaolosuhteet, kalusto sekä tuhkamateriaalien laatu vaihtelevat monesti alkuperäisistä tutkimuksista. Tuhkan saatavuus ja toimituskapasiteetti on selvitettävä hyvissä ajoin ennen varsinaista rakentamista ja tarvittaessa rakennusmateriaaleja on kerättävä välivarastoon. Tuotannossa on usein seisokkeja, jotka tulee huomioida tuhkamääriä arvioitaessa. Tuhkamääriä arvioitaessa on selkeintä käyttää yksikkönä kuivatonneja. Muita työn ennakkosuunnittelussa huomioitavia tekijöitä ovat mm. liikennejärjestelyt, työsuojelu, mahdolliset lupa-asiat sekä erityisesti sääolosuhteiden (Taulukko 13.1) mahdolliset vaikutukset työn edistymiseen ja lopputuloksen laatuun. Lentotuhkarakentaminen on suositeltavaa toteuttaa toukokuun ja syyskuun välisenä aikana. Muina ajankohtina riskit kasvavat erityisesti rakenteiden alkulujittumisen suhteen. Matala lämpötila hidastaa oleellisesti lujittumista ja lähellä 0 C lämpötilaa rakenteen lujittuminen pysähtyy kokonaan.57 Tuhkarakentamisen käsikirja 55 Taulukko 13.1 Sääolosuhteiden vaikutus työn suunnitteluun. Sääolosuhde Vaikutus Toimenpide Sade Tuuli Lämpötila Rankka Materiaalin liettyminen Kevyt Ei vaikutusta - Voimakas Kuuma (>20 C), aurinkoista Kylmä (<5 C) Materiaalin kuivaaminen ja mahdolliset pölyhaitat Materiaalin kuivaaminen ja mahdolliset pölyhaitat Lujittumisen hidastuminen Töiden keskeytys ja keskeneräisten rakenteiden suojaus Pinnan kastelu Lisäkostutus Töiden teko ei ole suositeltavaa Mikäli on olemassa sateen riski, on suositeltavaa käyttää porrastettua rakentamistapaa eli lyhyitä kerralla valmiiksi tehtäviä osuuksia. Mursketta tulee tällöin olla nopeasti saatavilla tuhkarakenteen pinnan suojaamista varten. Rakennuspohjan on ehdottomasti oltava kuiva, koska märälle pohjalle levitetty tuhka voi liettyä tiivistämiskelvottomaksi. Huonosti kantavalle pohjalle rakennettaessa on kiinnitettävä erityishuomiota riittävän tiiviysasteen saavuttamiseen ja työn ohjaukseen. Huonosti kantavilla alueilla on varauduttava rakentamaan murskeesta tukikerros, joka muodostaa paremman tiivistämispohjan. Tukikerroksessa voidaan hyödyntää myös pohjatuhkaa Työmenetelmät ja toteutus Massiivilentotuhkarakenteet Massiivilentotuhkarakenteiden rakentaminen vaatii sivuttaistukea reunapenkereistä. Reunatuki tehdään esimerkiksi murskeesta tai soveltuvista kaivumaista ja se rakennetaan vähintään suunnitellun kerroksen korkuiseksi. Reunatuet tiivistetään ennen tuhkakerroksen levittämistä, mikäli ne jätetään paikalleen. Mikäli tuhkakerros rakennetaan jo olemassa olevan tasauksen alapuolelle, voidaan reunatuenta järjestää jo vanhojen massojen kaivuvaiheessa jättämällä osa massoista poistamatta reunoilta (Kuva 13.1). Reunatuen materiaali tulee olla vettä läpäisevää materiaalia, jotta vesi pääsee virtaamaan tuhkakerroksesta pois. Mikäli reunatuen materiaali on huonosti vettä läpäisevää, on siihen tehtävä alueita, joita pitkin vesi pääsee virtaamaan pois rakenteesta.58 56 Tuhkarakentamisen käsikirja Kuva 13.1 Lentotuhkan levitys ja tiivistämistyö käynnissä. Kuvassa oikeanpuoleinen kaista on jo tiivistetty ja kevyessä liikennekäytössä. Sivuilla näkyvät murskekasat toimivat tiivistystukena. (Kuva: Olli Kiviniemi, Ramboll) Tuhkamateriaali Massiivilentotuhkarakentamisessa kohteelle toimitettavan lentotuhkamassan tulee olla tiivistymisen kannalta oikeassa vesipitoisuudessa ja homogeenista, jotta se voidaan levittää ja tiivistää sellaisenaan. Liian kuiva lentotuhka tiivistyy huonosti ja tiivistystavoitteen saavuttaminen vaikeutuu. Liian kostea tuhka puolestaan pehmenee ja vesi erottuu siitä tiivistettäessä. Liian kosteaa tuhkaa ei saa käyttää rakentamisessa, vaan se toimitetaan tuhkan toimittajan osoittamalle läjitysalueelle. Vesipitoisuuden korjaaminen ja homogenisointi työkohteella eivät ole suositeltavia, mutta voidaan tarvittaessa toteuttaa esimerkiksi jyrsinsekoituksen avulla. Jyrsinsekoituksen yhteydessä on mahdollista lisätä lentotuhkaan myös sideainetta. Tuhkamateriaali on pyrittävä käyttämään mahdollisimman nopeasti työmaalle toimittamisen jälkeen. Levitys ja tiivistäminen Levitettävän löyhän lentotuhkakerroksen paksuus ennen tiivistämistä on noin 1,5-kertainen tavoitteena olevaan, tiivistettyyn kerrospaksuuteen nähden. Lentotuhkarakentamisessa suositeltava kerralla tiivistettävä kerrospaksuus on tie- ja kenttärakentamisessa maksimissaan 200 mm (löyhänä 300 mm). Jos tiivistäminen toteutetaan useammassa vaiheessa, on kaikki kerrokset saatava valmiiksi saman työvuoron aikana. Tuhkamassoja ei saa levitysvaiheessa joutua ojiin. Mikäli materiaalia kuitenkin joutuu rakenteen ulkopuolelle, on se siivottava pois. Lopputilanteessa sivutuotekerroksen on oltava kaikilta osin peitettynä. Levitetty kerros on tiivistettävä ennen kuin sen päälle päästetään autoliikennettä. Tuhkan levitys on suositeltavaa toteuttaa asfaltinlevitintä käyttäen, jolloin kerros saadaan levitettyä ja tiivistettyä tasaisesti. Levitys voidaan tehdä myös tiehöylällä, mutta tällöin pitää kiinnittää erityisesti huomiota kerroksen tasaiseen tiivistymiseen, koska tuhkaa levittäessä ja kerroksen päällä liikuttaessa renkaat helposti tiivistävät materiaalia epätasaisesti, aiheuttaen poikkisuuntaista vaihtelua tiivistymisessä. Kaivinkoneen käyttö levityksessä ei ole suositeltavaa. Tuhkarakenteen pinta on suositeltavaa muotoilla ulospäin viettäväksi siten, että rakenteen päälle ei jää vettä kerääviä taskuja. Raskaan kaluston liikkumista juuri levitetyn ja tiivistetyn tuhkakerroksen päällä tulee välttää.59 Tuhkarakentamisen käsikirja 57 Tuhkarakenteen onnistumiseen vaikuttavat olennaisesti tiivistettävän materiaalin vesipitoisuus ja tiivistyksen onnistuminen. Tiivistystyö tehdään tuhkakerroksen pinnan muotoilun jälkeen täryjyrällä. Ensimmäinen ylityskerta suoritetaan kuitenkin aina ilman täryä. Tiivistystuloksen varmistamiseksi on suositeltavaa tehdä lopputiivistys ohuen murskekerroksen päältä, jottei tiivistetyn tuhkakerroksen pintaosa jää jyräyksen jälkeen löyhäksi eikä irtonaiseksi. Suositeltavat 1-valssisen jyrän painot ovat vedettävälle vähintään 5 t ja itsekulkevalle 6 10 t. Tiivistämisessä on suositeltavaa käyttää jyrää, jonka iskun pituutta voidaan säätää. Tällöin kerroksen pintaosat saadaan tiivistettyä tehokkaammin lyhentämällä jyrän iskupituutta viimeisillä yliajokerroilla. Rakenteen reunojen tiivistykseen on kiinnitettävä erityishuomiota. Lentotuhkakerroksen tiivistystyö toteutetaan mahdollisimman nopeasti levittämisen jälkeen ja joka tapauksessa saman työvuoron kuluessa kuin massojen sekoitustyö. Ennen lopputiivistyksessä käytettävän murskeen levittämistä sivutuotekerroksen pinta tarvittaessa oikaistaan höylällä. Tiivistys seuraavana päivänä on ehdottomasti kielletty. Työvuorojen lopussa tehtävät työsaumat tehdään mahdollisimman jyrkiksi ja sivutuotekerros peitetään murskeella yön ajaksi. Rakentamisessa käytettävällä tiivistyskalustolla tehty koetiivistystyö on tärkeä osa ennen varsinaisen tuhkarakentamisen aloittamista. Koetiivistyksellä etsitään ko. tuhkatyypille ja käytettävälle kalustolle sopiva tiivistämistapa. Tarvittavaa tiivistystyömäärää on kuitenkin varauduttava säätämään työn edetessä tehtävän tiivistystyön tarkkailun perusteella. Tuhkarakenteiden tiiviysvaatimus on yleensä vähintään % parannetulla Proctor-kokeella määritetystä optimivesipitoisuutta vastaavasta maksimitiiviydestä. Tulevaisuudessa tuhkarakentamiseen tullaan mitä todennäköisimmin soveltamaan myös uudenlaisia rakentamismenetelmiä, esimerkiksi erilaisten levittimien käyttämistä, joilla voidaan kontrolloida paremmin kerrospaksuutta, ja joilla voidaan saada myös tuhkakerroksen reunaosat täsmällisesti rakennettua. Myös erilaiset siirrettävät reunatukiratkaisut voivat olla tulevaisuudessa mahdollisia Pohjatuhkarakenteet Käyttö ja työtavat normaalin hiekkamaisen materiaalin tapaan.60 58 Tuhkarakentamisen käsikirja Kerrosstabilointi Kerrosstabiloinnin työvaiheet esitetään kuvassa Korjausrakentamiskohteilla työ aloitetaan jyrsimällä vanha päällyste pois tai olemassa olevan kantavan kerroksen sekaan, jonka jälkeen rakenne tarvittaessa kostutetaan ja muotoillaan haluttuun muotoon. Uudisrakennuskohteilla stabilointityö aloitetaan valmiiksi levitetyn ja muotoillun murskekerroksen päältä (kuvassa kohta 2). Kuva 13.2 Kerrosstabiloinnin työvaiheet korjausrakentamiskohteissa. Uudisrakentamiskohteissa työ alkaa vaiheesta (2). Kohteella käytettävä sideaine levitetään tielle joko valmiina sideaineseoksena tai sideaine kerrallaan. Kerrosstabiloinnissa voidaan käyttää sekä kuivia että kosteita sideainekomponentteja ja käytettävä levityskalusto on valittava käytettävän materiaalin mukaisesti. Kosteiden sideaineiden levitys onnistuu parhaiten asfaltinlevitintä tai vastaavaa käyttäen, kun taas erilaiset kalkinlevittimet sopivat parhaiten kuivien osakomponenttien levittämiseen. Sideainekomponentit voidaan levittää, jyrsiä ja tiivistää joko kaikki kerralla tai kahdessa vaiheessa. Kahdessa vaiheessa toteutettava kerrosstabilointi toteutetaan siten, että hitaammin lujittuvat komponentit (yleensä sivutuotteet) levitetään, jyrsinsekoitetaan ja painetaan kevyesti kiinni ensimmäisenä ja kuivan kaupallisen sideainekomponenttien levitys, jyrsintä ja tiivistys tapahtuu tämän jälkeen toisessa vaiheessa. Pinta muotoillaan lopulliseen muotoonsa kaksivaiheisessa kerrosstabiloinnissa ensimmäisten sideaineiden levittämisen jälkeen, kun yksivaiheisessa kerrosstabiloinnissa pinta muotoillaan ennen sideaineiden levittämistä. Kaikki sideaineet jyrsinsekoitetaan ennalta määrätyltä syvyydeltä ja lopulta tiivistetään täryjyrällä vaadittuun tiiveystasoon. Tiivistystyö tulee toteuttaa mahdollisimman nopeasti sekoitustyön jälkeen, saman työvuoron aikana. Rakenteen tiivistäminen jyrällä on tämän jälkeen kielletty. Kerrosstabilointiin määritetään kohdekohtainen optimivesipitoisuus, johon pyritään rakentamisen aikana. Vesipitoisuudella on kerrosstabiloidun kerroksen ja työn lopputuloksen kannalta olennainen merkitys. Stabiloitavan kerroksen vesipitoisuusseuranta sekä työohjauksen (lisäveden määrä) on suositeltavaa kiinnittää erityistä huomiota. Jyrsinten kautta on useimmiten mahdollista lisätä myös vettä rakenteeseen. Kulutuskerroksen levitys tehdään suoraan kerrosstabiloidun kerroksen päälle. Päällystämisen yhteydessä käytetään tarvittaessa ohutta tasauskerrosta. Mikäli päällysteen levitys tehdään suoraan kerrosstabiloidun kerroksen päälle, on suositeltavaa varmistaa päällysteen tarttuminen ennen varsinaisen päällystystyön aloittamista esimerkiksi bitumiliimaa käyttäen.61 Tuhkarakentamisen käsikirja Työturvallisuus Tuhkaa käsiteltäessä on aina huomioitava pölyämisriski. Osa tuhkista on syövyttäviä korkean ph:n vuoksi, ja tuhkalle altistuminen saattaa vaurioittaa silmiä sekä ärsyttää ihoa sekä hengitysteitä. Oikeanlaisilla työsuojelutoimenpiteillä ja työtekniikoilla haitallinen altistuminen voidaan välttää. Siksi pölyävissä työvaiheissa suositellaan käytettäväksi silmäsuojaimia, hengityssuojainta (P2), suojakäsineitä ja suojavaatetusta. Silloin, kun tuhka on kostutettu eikä muodosta pölyä, suositellaan käytettäväksi suojavaatetusta ja suojakäsineitä ihoaltistuksen välttämiseksi. Pohjatuhka ei ole niin pölyävää kuin lentotuhka. Tuhkarakentamisessa kuivalla säällä, voimakkaassa auringonpaisteessa ja tuulisella säällä lentotuhka pölyää helposti, joten siksi tuhkarakenteet tulee peittää mahdollisimman nopeasti. Pölyhaittojen minimointi tulee huomioida myös tuhkan kuljetuksessa ja varastoinnissa. Oikein käytettynä tuhkarakentamisen pöly ei aiheuta työsuojelullisia ongelmia. Tuhkarakentamiskohteisiin on suositeltavaa laatia työturvallisuusohje tai -suunnitelma, jossa on käyty läpi työsuojelutoimenpiteet ja oikeanlaiset työtekniikat Toimintamenettely tuhkarakenteen elinkaaren lopussa Lujittuvaa lentotuhkaa sisältävien rakenteiden elinkaaren lopussa tai muuten poistettaessa esimerkiksi kunnallistekniikan korjaustöiden yhteydessä rakenteessa kertaalleen käytetyn lentotuhkan ominaisuudet voidaan palauttaa lisäämällä siihen sementtiä jyrsimen tai seulakauhan avulla. Pohjatuhka voidaan käyttää kaivun jälkeen samaan käyttötarkoitukseen kuin se oli ennen rakenteen avaamista. Vaihtoehtoisesti materiaalit voidaan sijoittaa sille soveltuvalle hyödyntämiskohteelle tai läjitysalueelle. Rakenteesta poistettavia tuhkia käsitellään jätelainsäädännönmukaisesti läjitysalueelle sijoitettaessa.62 60 Tuhkarakentamisen käsikirja 14 Laadunvarmistus Onnistuneen tuhkarakentamisen kannalta on oleellista, että laadunvarmistus toteutuu ja toimii koko ketjussa lähtien tuhkantuottajan tekemästä laadunvalvonnasta, välivarastoinnin ja sekoitustyön aikaiseen laadunvalvontaan ja päättyen työmaalla tapahtuvaan laadunvalvontaan (Kuva 14.1). Kuvassa esitetyt laadunvarmistuksen vaiheet on esitelty tarkemmin seuraavissa kappaleissa. Materiaalin tuottajan laadunvarmistus Käsittelyn laadunvarmistus Välivarastoinnin laadunvarmistus Maarakentamistyön laadunvarmistus Kuva 14.1 Laadunvarmistusketju 14.1 Materiaalintuottajan laadunvalvonta Materiaalintuottajan laadunvarmistus sisältää olennaisten prosessitietojen seurannan, tuhkien teknisten ominaisuuksien määrittämisen ja seurannan sekä tuhkien ympäristöllisten ominaisuuksien seurannan. on suositeltavaa aloittaa selvittämällä materiaalien tekniset perusominaisuudet taulukon 14.1 mukaan. Perusominaisuuksien perusteella voidaan materiaalit luokitella käyttöluokkiin (luku 3.3 ) ja arvioida niiden soveltuvuus ja mahdollinen jalostamistarve eri käyttökohteita ajatellen. Polttoainekoostumuksen tai prosessin muuttuessa merkittävästi ovat kaikki määritetyt taulukon 14.1 ominaisuudet käytännössä tarkistettava. Lentotuhkien osalta perusominaisuudet käsittävät hehkutushäviö, tiivistyvyysominaisuudet, lämmönjohtavuuden, routivuuden sekä lujittumisominaisuudet. Näistä erityisesti tiivistyvyysominaisuudet on tarkistettava aina rakentamishankkeiden yhteydessä. Lujittumisominaisuudet on suositeltavaa tarkistaa vaativampien hankkeiden yhteydessä, rakentamisen kannalta merkitsevissä olosuhteissa. Rakeisuutta, vedenläpäisevyyttä ja kapillaarisuutta voidaan tarvita joissakin tietyissä erityissovelluksissa, joten niiden määrittäminen tulee kyseeseen vain tarpeen vaatiessa. Pohjatuhkien osalta olennaisin ominaisuus on rakeisuus, jota on suositeltavaa seurata tasaisin väliajoin. Muut olennaiset perusominaisuudet ovat hehkutushäviö, tiivistyvyysominaisuudet, kapillaarisuus sekä lämmönjohtavuus. Muiden ominaisuuksien määrittäminen tulee kyseeseen tarpeen vaatiessa. Teknisiin ominaisuuksiin vaikuttavia seurattavia prosessitietoja ovat käytetty polttoaine, varastoitavan tuhkan vesipitoisuus sekä kattilan kuormitustilanne. Teknisten ominaisuuksien lisäksi ympäristölainsäädännön edellyttämät kokonaispitoisuus- ja liukoisuusarvot on selvitettävä vuosittain tai prosessin tai polttoainekoostumuksen muuttuessa merkittävästi.63 Tuhkarakentamisen käsikirja 61 Taulukko 14.1 Määritettävät ja seurattavat tuhkien tekniset ominaisuudet Ominaisuus Lentotuhka Pohjatuhka Perusominaisuudet Rakeisuus Tarvittaessa Jatkuva seuranta Hehkutushäviö Perustieto Perustieto Varastoitavan tuhkan vesipitoisuus Jatkuva seuranta Jatkuva seuranta Optimivesipitoisuus Perustieto ja tarkistukset Perustieto Maksimikuivairtotiheys Perustieto ja tarkistukset Perustieto Vedenläpäisevyys Tarvittaessa Tarvittaessa Kapillaarisuus Tarvittaessa Perustieto Lämmönjohtavuus Perustieto Perustieto Routivuus (segregaatiopotentiaali) Perustieto Tarvittaessa (mikäli rakeisuuskäyrä viittaa routivuuteen) Lujittumisominaisuudet Puristuslujuus Perustieto ja tarkistukset - Jäätymis-sulamiskestävyys Perustieto ja tarkistukset - Soveltuvuus stabilointiin Tarvittaessa Materiaalien välivarastoinnin ja käsittelyn laadunvalvonta Välivarastoinnin laadunvarmistukseen kuuluu tuhkan vesipitoisuuden seuranta. Myös tuhkan tiivistymistä ja paakkuuntumista tulee seurata. Mikäli tuhkaa varastoidaan kostutettuna, on selvitettävä varastoinnin vaikutus tuhkan laatuun. Oleellista on saada hyötykäyttöön riittävän laadukasta ja homogeenistä tuhkaa, jonka ominaisuudet vastaavat etukäteen tehtyjen tutkimusten perusteella määritettyä laatutasoa. Tuhkan sekoitustyö voi tapahtua tuotantopaikalla, välivarastointialueella tai työmaalla, mutta oleellista on, että sekoituksen seossuhdetta, vesipitoisuutta ja homogeenisuutta valvotaan ja kontrolloidaan. Ennakkotutkimuksissa tuhkamassojen optimivesipitoisuus ja maksimikuivairtotiheys määritetään Proctor-kokeella. Proctor-koe uusitaan sekoitustyön edetessä, mikäli käytettävien materiaalien laadun voidaan olettaa muuttuneen. Testien perusteella varmistetaan massoihin sekoitusvaiheessa lisättävän veden määrä, sekä tarkistetaan tiivistystyön laadunvalvonnassa käytettävät kuivairtotiheysvaatimukset. Sekoitustyön aikana valmiiden massojen laadunvaihtelua on valvottava koko ajan (minimissään homogeenisuuden silmämääräinen seuranta, käytettyjen massojen määräseuranta sekä vesipitoisuuden seuranta ja säätö). Alkuvaiheessa vesipitoisuusseurantaväli on tiheämpi, mutta työn edetessä seurantaväliä voidaan harventaa jopa tasolle 1 näyte/100 t, mikäli sekoitettujen massojen laatuvaihtelu on todettu vähäiseksi (dokumentointi). Massojen homogeenisuutta ja määrää seurataan jatkuvaluonteisesti. Rakentamisessa käytettävien materiaaliseosten eri komponenttien määräsuhteiden tulee pysyä vakiona. Mikäli todetaan, että sekoitetun materiaalin laatu ei täytä asetettuja vaatimuksia, sitä ei saa käyttää rakentamiseen. Tarvittaessa massojen laatua voidaan arvioida myös esim. erilaisia ympäristöanalysaattoreita hyödyntäen. Sekoitustyössä käytetyistä sivutuotemassoista sekä vesipitoisuudesta on pidettävä kirjaa siten, että seossuhteiden tarkistus myös jälkikäteen on mahdollista.64 62 Tuhkarakentamisen käsikirja 14.3 Rakentamisen laadunvalvonta Tuhkarakennuskohteen rakennuttaja vaatii urakoitsijalta laadunvalvontaa, minkä lisäksi rakennuttaja valvoo rakentamista pistokoeluontoisesti. Laadunvalvonnalla urakoitsija osoittaa rakennuttajalle, että työ on tehty suunnitelmien mukaan. Tuhkarakenteiden laadunvalvonnassa käytetään pääsääntöisesti samoja menetelmiä ja laatuvaatimuksia kuin luonnon kiviaineksia käytettäessä Tuhkamateriaali Työn aikana seurataan jatkuvasti sekoitusasemalta tulevan materiaalin vesipitoisuutta ja annetaan tarvittaessa vesipitoisuuden säätöohjeita sekoituspaikalle. Käytettävän massan vesipitoisuus täytyy määrittää lisäksi aina silloin, kun levitettävän ja tiivistettävän sivutuotekerroksen käyttäytyminen työn aikana muuttuu, työssä esiintyy ongelmia tai seurantamittaustulokset poikkeavat oletusarvoista. Rakentamisessa käytettävän tuhkamateriaalin laatua (maksimikuivairtotiheys ja optimivesipitoisuus) seurataan työn kuluessa tehtävillä Proctor-sarjoilla (tai IC-testerillä). Saatavia tuloksia hyödynnetään tiivistystyön laatuseurannassa (=vertailuarvot). Tiiviysasteita laskettaessa vertailuarvona käytetään viimeksi tutkitulla näyte-erällä määritettyä maksimitasoa Tiivistyskokeet ja lujuuskoekappaleet Tiivistyskokeissa ja lujuuskoekappaleissa käytettävät materiaalinäytteet otetaan tielle levitetystä massasta ennen jyräystä. Tiivistyskoe tehdään Proctor-kokeen mukaista maksimityömäärää käyttäen tiivistäen materiaali siinä vesipitoisuudessa (määritys työmaalla), kuin se on tiekohteelle toimitettu. Tiivistyskokeen tuloksena saadaan testatun materiaalin suurin mahdollinen kuivairtotiheys, joka voidaan saavuttaa testatun materiaalin vesipitoisuudessa. Samasta kohdasta otetusta materiaalista voidaan tiivistään myös toteutuvan lujittumisen tason määrittelyssä käytettävät seurantakappaleet (lujuuskoekappaleet). Lujuuskoekappaleiden tiivistystyömäärä pyritään valitsemaan siten, että seurantakappaleet tiivistetään rakenteen tavoitetiiviyttä vastaavalle tasolle. Laadunvalvontatyön yhteydessä on huomioitava, että sivutuoteseoksilla saavutettava maksimitiheystaso on suhteellisen voimakkaasti riippuvainen massan komponenttien seossuhteesta. Komponenttien seossuhteen vaihtelu voi aiheuttaa epäloogisia tuloksia esim. tiiveysasteita määritettäessä ja epäloogiset tulokset onkin varmennettava tekemällä heti uusi rinnakkaistesti tai tarkistamalla kyseisellä materiaalinäytteellä saavutettava maksimikuivairtotiheys Proctor-kappaleilla. Jälkikäteen laboratoriossa tehtävillä laatutesteillä voidaan tarvittaessa selvittää mm. sekoituksen homogeenisuutta. Laboratoriomäärityksiä ei kuitenkaan käytetä varsinaisessa työnohjauksessa, vaan ne tulevat kysymykseen lähinnä jälkikontrolloinnissa mikäli ilmenee epäilyksiä esimerkiksi sekoituksen tasalaatuisuuden osalta Tiiveysmittaukset Rakenteen tiiviysastetta seurataan koko rakentamistyön ajan. Mittausten perusteella ohjataan tiivistystyötä ja ohjataan tarvittavaa tiivistystyömäärää. Rakenteen tiiviysasteen toteaminen voidaan tehdä volymetrillä tai Troxlerilla. Tiivistystulosta voidaan arvioida myös kantavuusmittauksista (Loadman, levykuormitus- tai pudotuspainolaite) saatavan tiiviyssuhteen perusteella. Saavutettava tiiviysaste vaikuttaa merkittävästi valmiin rakenteen lujuuteen, joten huolellinen tiivistystyö onkin yksi tärkeimmistä tuhkarakentamisen onnistumiseen vaikuttavista tekijöistä.65 Tuhkarakentamisen käsikirja 63 Tuhkakerrosten tiiviysmittauksia tehdään jokaisesta tiivistyskerroksesta. Mitattua kuivairtotiheyttä verrataan parannetulla Proctor-kokeella määritettyyn maksimikuivairtotiheyteen. Mikäli saatu tulos alittaa tavoitetiiviystason, on mittausalueella suoritettava lisätiivistystä ja tämän jälkeen uusittava mittaus. Troxlerin käyttöä ei suositella massiivituhkarakenteiden tiiviyden eikä vesipitoisuuden mittaamiseen. Mikäli sitä halutaan käyttää, on laite kalibroitava käytettävälle tuhkamateriaalille ja varmistuttava laitteen luotettavuudesta. Kerrosstabilointitöiden yhteydessä Troxlerin käyttö on mahdollista Kerrospaksuudet Kerrospaksuuksien toteutumista seurataan ja ohjataan koko levitys- ja tiivistysvaiheen ajan. Sallittu vaihteluväli sivutuotekerroksen lopullisessa kokonaispaksuudessa on cm ja lopulliset kerrospaksuudet kirjataan ylös vähintään 50 m välein (sekä keskilinja että molemmat reunat, = reuna+0,5 m) Rakentamisen dokumentointi Työmaalla kirjataan ylös saapuvien massojen saapumisaika ja sijoituskohta (paaluväli). Lisäksi kirjataan ylös kaikki ne seikat, joiden katsotaan voivan vaikuttaa rakentamisen lopputulokseen (sää, työsuorituksiin kulunut aika, ongelmat, poikkeaminen työohjeista yms.).66 64 Tuhkarakentamisen käsikirja Kirjallisuusluettelo Ahlqvist, E., Niutanen, V., Lentotuhkan, kuitusaven ja rikastushiekan varastointimahdollisuudet ja logistiset tarpeet. Esiselvitys, LTY, Ecoinfo II. Finergy, 2000, Tuhkarakentamisohje. Energia-alan keskusliitto ry Finergy. Forsman, J., Haatainen, M. 2001, Helsingin kaupungin tuhkarakentamisohje, Helsingin kaupungin rakennusviraston julkaisut 2001:7 Havukainen, J., Hämäläinen, A. & Latvala, A. 1987, Kivihiilituhkien käyttökokemukset kunnallistekniikan maarakenteissa. Tuhkaprojektin loppuraportti. Helsingin kaupungin kiinteistövirasto. Geotekninen osasto. Huttunen, E. 2005, Metsäteollisuuden lentotuhkien käyttö tie-, katu- ja kenttärakenteissa; Suunnittelu- ja mitoitusohje. (Finncao, Envitop ja Oulun Yliopisto) Konrad, J-M, 1980, Frost Heave Mechanics, University of Alberta Korpijärvi, K., et al. 2009, Energiantuotannon tuhkien jalostaminen maarakennuskäyttöön. VTT. ISBN Kujala K., 2002, Rikastushiekan käyttö tie- ja katurakenteissa, Suunnittelu- ja mitoitusohje. Lappeenranta, Nordkalk Oyj Abp, Lahtinen P., 2001, Fly ash mixtures as flexible structural materials for low-volume roads, Helsinki, Tiehallinto, Finnra Reports 70/2001 ISBN , ISSN Lounais-Suomen ympäristökeskus. 2009, Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportteja 09/2009. Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelu. Taustaraportti. Tuhkat ja kuonat. Turku. ISBN Maijala, A., Ronkainen, M Tuhkarakentamisohje. Tuhkat hyötykäyttöön -projekti. Finergy. Mäkelä, E, Wahlström, M, Mroueh, U-M, Keppo, M, Rämö, P. (1995) Kivihiilivoimaloiden rikinpoistotuotteiden ja lentotuhkan hyötykäyttö maarakentamisessa. Sihti 2. Energia- ja ympäristöteknologia. VTT julkaisuja 809. Espoo. Mäkelä, E., et al Kivihiilivoimaloiden rikinpoistotuotteet ja lentotuhka maarakentamisessa. Jatkotutkimus. VTT Tiedotteita ISBN Mäkelä, H, Höynälä, H, 2000, Sivutuotteet ja uusiomateriaalit maarakenteissa Materiaalit ja käyttökohteet, TEKES, Teknologiakatsaus 91/2000ISSN x ISBN Nordkalk Oy, 2010, Nordkalk FS suodatinhiekka tie-, katu- ja ympäristörakentamiseen. Nordkalk Oy Ab tuote-esite. Ollila, S., Teollisuuden sivutuotteiden stabiloinnin, seostamisen ja vanhentamisen vaikutus haitta-aineiden liukoisuuksiin. Diplomityö. Oulun yliopisto. Teknillinen tiedekunta. Ranta, J., Wahlström, M Tuhkien laatu REF-seospoltossa. VTT Tiedotteita ISBN67 Tuhkarakentamisen käsikirja 65 Rudus Oy, 2008, Lentotuhkaohje: Käyttöohje rakentamiseen ja suunnitteluun Rudus Oy, 2008, Pohjatuhkaohje: Käyttöohje rakentamiseen ja suunnitteluun Steketee, J. 2009, Accelerated carbonation and washing of MSWI bottom ash: pilot experiments and full scale applications, Publications from Wascon in Lyon Tiehallinto, 2007, Päällysrakenteen stabilointi, Tiehallinto, Helsinki, ISBN TIEH Tiehallinto, 2004, Tierakenteen suunnittelu. Tiehallinto, Helsinki, ISBN TIEH UUMA hanke, 2010, UUMA-materiaalien ympäristökelpoisuuden osoittaminen ja tuotteistaminen Suomessa. Luonnos Walsh, M Kivihiili- ja turvevoimalaitosten sivutuotteet ja niiden hyötykäyttö. Finergy. ISBN68 69 Tuhkarakentamisen käsikirja Liite 1 (1/6) Liite 1: Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa /591 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 4 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojelulain (86/2000) 12 :n 4 kohdan ja 30 :n 1 momentin sekä 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun jätelain (1072/1993) 18 :n 1 momentin 1 3 ja 6 kohdan ja 2 momentin nojalla: 1 Tarkoitus Tämän asetuksen tarkoituksena on edistää jätteiden hyödyntämistä määrittelemällä edellytykset, joiden täyttyessä asetuksessa tarkoitettujen jätteiden käyttöön maarakentamisessa ei tarvita ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaista ympäristölupaa. 2 Soveltamisala Tätä asetusta sovelletaan liitteessä 1 tarkoitettujen jätteiden laitos- tai ammattimaiseen hyödyntämiseen seuraavissa maarakentamiskohteissa: 1) yleiset tiet, kadut, pyörätiet ja jalkakäytävät sekä niihin välittömästi liittyvät tienpitoa tai liikennettä varten tarpeelliset alueet, pois lukien meluesteet; 2) pysäköintialueet; 3) urheilukentät sekä virkistys- ja urheilualueiden reitit; 4) ratapihat sekä teollisuus-, jätteenkäsittely- ja lentoliikenteen alueiden varastointikentät ja tiet. Asetusta sovelletaan 1 momentissa tarkoitettuun maarakentamiseen vain, jos se toteutetaan maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitetun katusuunnitelman, yleisen alueen toteuttamissuunnitelman, luvan tai ilmoituksen mukaisesti taikka yleisistä teistä annetussa laissa (243/1954) tai maantielaissa (503/2005) tarkoitetun tiesuunnitelman mukaisesti. Asetusta ei sovelleta tärkeillä tai muilla vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla. 3 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 1) hyödyntämispaikan haltijalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka hallitsee omistus- tai vuokraoikeuden perusteella paikkaa, jossa jätettä hyödynnetään maarakentamisessa; 2) peittämisellä jätettä sisältävän rakenteen suojaamista jätteen leviämisen estämiseksi vähintään 10 cm paksuisella kerroksella luonnon kiviainesta; 3) päällystämisellä jätettä sisältävän rakenteen suojaamista sadeveden suotautumisen vähentämiseksi asfaltilla, jonka tyhjätila on enintään 5 prosenttia, tai muulla materiaalilla, jolla saavutetaan vastaava suojaustaso. 4 Poikkeus ympäristöluvanvaraisuudesta Jätteen saa hyödyntää ilman ympäristönsuojelulain 28 :n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettua ympäristölupaa, jos jätteen laadunhallinta ja hyödyntäminen järjestetään ja toiminnasta ilmoitetaan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten tämän asetuksen mukaisesti.70 Liite 1 (2/6) Tuhkarakentamisen käsikirja 5 Jätteen hyödyntämistä koskevat vaatimukset Jätteen hyödyntämisessä on sen lisäksi, mitä ympäristönsuojelulaissa ja jätelaissa (1072/1993) sekä niiden nojalla säädetään, huolehdittava siitä, että: 1) jätteen haitallisten aineiden pitoisuus ja liukoisuus määritettynä liitteen 2 mukaisesti eivät ylitä liitteessä 1 säädettyjä raja-arvoja eikä jäte sisällä epäpuhtauksina muitakaan haitallisia aineita siten, että sen hyödyntämisestä voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; 2) sekoitettaessa teknisten ominaisuuksien parantamiseksi liitteessä 1 tarkoitettuja jätteitä keskenään tai lisättäessä jätteeseen kalkkia, sementtiä tai vastaavia sideaineita haitallisten aineiden liukeneminen ja muut ympäristölle tai terveydelle haitalliset päästöt jätteestä eivät sekoittamisen seurauksena lisäänny; 3) käytetään vain maarakenteen tasauksen, kantavuuden ja kestävyyden kannalta tarpeellinen määrä jätettä kuitenkin niin, että jätettä sisältävän rakenteen paksuus on enintään 150 cm; 4) jätettä sisältävä rakenne ei joudu kosketuksiin vesilain (264/1961) 1 luvun 4 :ssä tarkoitetun pohjaveden kanssa; 5) jätettä sisältävän rakenteen etäisyys talousvesikäyttöön tarkoitetusta kaivosta tai lähteestä on vähintään 30 m; 6) jätettä sisältävä rakenne peitetään tai päällystetään; 7) jätteen väliaikainen varastointi ja muu toiminta hyödyntämispaikalla järjestetään siten, että jätteen joutuminen ympäristöön estyy eikä toiminnasta aiheudu muutakaan vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle; 8) jätteen varastointi hyödyntämispaikalla aloitetaan aikaisintaan neljä viikkoa tai, jos jäte varastoidaan suojattuna, kymmenen kuukautta ennen hyödyntämistä. VesiL 264/1961 on kumottu L:lla 587/2011, joka on voimassa alkaen. Ks. pohjaveden määritelmästä VesiL 587/ luku 3 1 mom. 7 k. 6 Ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään Hyödyntämispaikan haltijan on tehtävä ympäristönsuojelulain 65 :n 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle toiminnan merkitsemiseksi ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Ilmoituksessa on oltava: ( /1825) 1) hyödyntämispaikan haltijan nimi ja yhteystiedot; 2) tiedot hyödyntämispaikan sijainnista sekä sen läheisyydessä sijaitsevista pohjavesialueista ja niiden luokista sekä vedenottopaikoista ja vesistöistä; 3) tiedot maarakentamista koskevasta maankäyttö- ja rakennuslain, yleisistä teistä annetun lain tai maantielain mukaisesta suunnitelmasta, ilmoituksesta tai luvasta; 4) jätteen luovuttajan nimi ja yhteystiedot; 5) jätteen nimike ja selvitys siitä, että liitteessä 1 säädetyt raja-arvot alittuvat; 6) jätteen määrä; 7) selvitys jätettä sisältävästä rakenteesta, peittämiseen tai päällystämiseen käytettävästä materiaalista, varastoinnista ja muusta toiminnasta hyödyntämispaikalla sekä näihin liittyvistä tarpeellisista suojaustoimista; 8) ajankohta, jolloin hyödyntäminen maarakentamisen aikana alkaa ja päättyy. 7 Jätteen luovuttaminen ja hyödyntämisen aloittaminen Jätelain 15 :n 1 momentin 3 kohdan mukaan jätteen saa luovuttaa hyödyntämispaikan haltijalle, kun toiminta on merkitty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.71 Tuhkarakentamisen käsikirja Liite 1 (3/6) 8 Valvonta Tässä asetuksessa tarkoitetun toiminnan valvontaviranomaisia ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. ( /1825) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on viivytyksettä tarkastettava ympäristönsuojelun tietojärjestelmään merkitsemistä varten tehty ilmoitus ja lähetettävä tieto merkitsemisestä hyödyntämispaikan haltijalle, jätteen luovuttajalle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. ( /1825) Valvontaviranomainen voi ympäristönsuojelulain 13 luvun säännösten nojalla kieltää jätteen hyödyntämisen, jos ilmoitettu toiminta ei täytä jätelaissa tai ympäristönsuojelulaissa taikka niiden nojalla säädettyjä vaatimuksia tai jos hyödyntäminen aloitetaan ennen toiminnan merkitsemistä ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. 9 Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. ( /403) ASETUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVAT JÄTTEET Tässä liitteessä määritellään asetuksen soveltamisalaan kuuluvat jätteet sekä niiden sisältämien haitallisten aineiden pitoisuuden ja liukoisuuden raja-arvot. 1. Betonimurske (jätenimikkeet , , ja ) (Poistettu tästä liitteestä) 2. Kivihiilen, turpeen ja puuperäisen aineksen polton lentotuhkat (jätenimikkeet , ja ), pohjatuhkat (jätenimikkeet ja ) ja leijupetihiekka (jätenimike ) Kivihiilen polton lento- ja pohjatuhkalla tarkoitetaan jätettä, joka on eroteltu mekaanisesti tai sähköisesti kivihiilen poltossa syntyvistä savukaasuista tai joka on poistettu kivihiilen polttolaitoksen polttokammion pohjalta. Turpeen ja puuperäisen aineksen polton lento- ja pohjatuhkalla tarkoitetaan jätettä, joka on eroteltu mekaanisesti tai sähköisesti turpeen, puuhakkeen, kuorijätteen, ensiömassan tuotannon tai massasta valmistettavan paperin tuotannon yhteydessä syntyvän kuituainetta sisältävän kasviperäisen jätteen, käsittelemättömän puujätteen tai muun näihin rinnastettavan puuperäisen aineksen taikka niiden seoksen poltossa syntyvistä savukaasuista tai poistettu polttolaitoksen polttokammion pohjalta. Kivihiilen, turpeen ja edellä tarkoitetun puuperäisen aineksen polton leijupetihiekalla tarkoitetaan leijukerroslaitoksen polttoprosessista poistettavaa hiekkapetimateriaalia tai poltossa hienontunutta hiekkapetimateriaalia, joka erottuu savukaasusta joko kattilassa tai savukaasujen puhdistuksessa.72 Liite 1 (4/6) Tuhkarakentamisen käsikirja Haitallinen aine PCB 2 1,0 Raja-arvo, mg/kg kuiva-ainetta Perustutkimukset Pitoisuus PAH 3 20/40 4 Liukoisuus (L/S=10 l/kg) Peitetty rakenne DOC Antimoni (Sb) 0,06 0,18 Liukoisuus (L/S=10 l/kg) Päällystetty rakenne Arseeni (As) 50 0,5 1,5 50 Laadunvalvontatutkimukset Pitoisuus Barium (Ba) Kadmium (Cd) 15 0,04 0,04 15 Liukoisuus (L/S=10 l/kg) Peitetty rakenne Kromi (Cr) 400 0,5 3, ,5 3,0 Kupari (Cu) 400 2,0 6,0 400 Elohopea (Hg) 0,01 0,01 Lyijy (Pb) 300 0,5 1, ,5 1,5 Molybdeeni (Mo) 50 0,5 6,0 50 0,5 6,0 Nikkeli (Ni) 0,4 1,2 Vanadiini (V) 400 2,0 3, ,0 3,0 Sinkki (Zn) , Seleeni (Se) 0,1 0,5 0,1 0,5 Fluoridi (F - ) Liukoisuus (L/S=10 l/kg) Päällystetty rakenne Sulfaatti (SO 4 2- ) Kloridi (Cl - ) Polyklooratut bifenyylit, kongeneerien 28, 52, 101, 118, 138, 153 ja 180 kokonaismäärä. 3 Polyaromaattiset hiilivedyt, yhdisteiden kokonaismäärä. 4 Peitetty rakenne/päällystetty rakenne. 5 Liuennut orgaaninen hiili. JÄTTEEN LAADUNHALLINTA Tässä liitteessä määritellään asetuksen mukaisen hyödyntämisen edellyttämän jätteen laadunhallinnan yleisperiaatteet. 1. Laadunvarmistusjärjestelmä Jätteen luovuttajalla on oltava laadunvalmistusjärjestelmä, joka sisältää ainakin seuraavat kohdat: 1) laadunvalvontatutkimukset - näytteenottosuunnitelma ja arvio näytteenoton edustavuudesta sekä ohjeet näytteenotosta, näytteiden valmistuksesta ja näytteiden toimittamisesta analysoitaviksi - tutkimus- ja määritysmenetelmät, seurattavat haitalliset aineet ja muut seurattavat ominaisuudet sekä seurantatiheydet - tutkittavien haitallisten aineiden raja-arvot - laatupoikkeamien käsittely ja hyväksyttävät poikkeamat - näytteenoton ja tutkimusten laadunvarmistus - laadunvalvonnan seuranta-asiakirjat ja raportointiohje 2) vastuuhenkilöt ja näiden pätevyys73 Tuhkarakentamisen käsikirja Liite 1 (5/6) 3) ohjeet jätteen vastaanotosta (erityisesti, jos kysymys on useista kohteista toimitettavan jätteen käsittelystä hyödyntämiskelpoiseksi), varastoinnista, käsittelystä ja toimittamisesta hyödyntämispaikkaan 4) laadunvarmistusjärjestelmän arviointi- tai auditointisuunnitelma 5) tarvittaessa erityiset puhtausvaatimukset, kuten jätteeseen kuulumattoman aineksen osuus 6) seuranta ja raportointi - laadunvalvontapöytäkirja kultakin näytteenotto- ja tutkimuskerralta - havaitut laatupoikkeamat ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet - hyödynnettäväksi toimitettavan jätteen määrä ja laatu sekä toimituskohteet. 2. Tutkimukset Jätteen laatu on selvitettävä perus- ja laadunvalvontatutkimuksin. Mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä ympäristönsuojelulain 108 :n mukaisesti pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. Perustutkimuksilla osoitetaan jätteen kuuluvan asetuksen soveltamisalaan. Perustutkimuksissa on vakioiduin analyysi- ja testausmenetelmin selvitettävä ainakin jätteen koostumus ja haitallisten aineiden liukoisuus. Vähintään viiden vuoden väliajoin tai, jos jätettä tuottavassa toiminnassa tapahtuu muutoksia, jotka voivat olennaisesti vaikuttaa jätteen laatuun, on tehtävä riittävät lisätutkimukset sen varmistamiseksi, että jäte edelleen vastaa perustutkimuksia. Samalla on tarkistettava ja tarvittaessa uusittava laadunvarmistusjärjestelmä. Jätteen laatua on seurattava laadunvalvontatutkimuksin riittävän pitkän ajan laadunvarmistusjärjestelmän mukaisesti. Vähimmäisvaatimuksena pidetään viittä peräkkäistä näytteenottosuunnitelman mukaista tutkimuskertaa. Jos jätteen laatua ei ole seurattu riittävän pitkältä ajalta, voidaan jätteen hyväksyttävyyttä asetuksen mukaiseen käyttöön arvioida jäte-erittäin tehtävien perustutkimusten perusteella. Laadunvalvonnan tuloksissa voidaan hyväksyä enintään 30 prosentin raja-arvon ylitys, jos viimeisten kahden vuoden aikana tehtyjen määritysten keskiarvo ei ylitä asetettua raja-arvoa. Jos jätteestä ei ole käytettävissä laadunvalvonnan tuloksia viimeisten kahden vuoden ajalta, lasketaan keskiarvo laadunvalvonnan kestoajalta, kuitenkin vähintään viideltä peräkkäiseltä tutkimuskerralta. Näytteenotto on tehtävä 2.1 kohdan ja haitallisten aineiden määritykset 2.2 kohdan mukaisesti. Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti voidaan myös käyttää menetelmiä, jotka perustuvat Euroopan unionin toisessa jäsenvaltiossa, Turkissa tai ETA-sopimuksen osapuolena olevassa EFTA- valtiossa käytettyihin standardeihin tai teknisiin eritelmiin, jotka täyttävät 2.1 ja 2.2 kohdassa tarkoitettujen menetelmien keskeiset vaatimukset. 2.1 Näytteenotto Näytteenotto ja näytteiden valmistus on tehtävä standardien SFS-EN ja SFS-EN sekä standardin SFS-EN mukaisesti. Näytteet on otettava ensisijaisesti jatkuvasta jätevirrasta. Näytteenottajalla tulee olla tehtävän edellyttämä riittävä pätevyys. Standardien mukaisista näytteenottovaatimuksista voidaan poiketa, jos niiden mukainen näytteenotto ei jätteen laadun vuoksi ole teknisesti tai taloudellisesti kohtuullisesti toteutettavissa. 2.2 Määritysmenetelmät Jätteen sisältämien ja siitä liukenevien haitta-aineiden määrityksissä on käytettävä ensisijaisesti standardoituja ja toissijaisesti muita määritysherkkyydeltään, tarkkuudeltaan ja toistettavuudeltaan riittäviksi todettuja muita menetelmiä.74 Liite 1 (6/6) Tuhkarakentamisen käsikirja Haitallisten aineiden pitoisuus jätteessä Näytteen esikäsittelyssä metallien määritystä varten on käytettävä standardin SFS-EN mukaista happouuttoa ja mikroaaltohajoitusta tai standardin SFS-EN mukaista aqua regia uuttoa. Metallien määrityksessä on käytettävä standardoituja menetelmiä (ICP- MS, ICP- AES tai AAS). Niiden sijasta voidaan käyttää muita menetelmiä, jos tulosten vastaavuus mainittujen menetelmien tulosten kanssa tunnetaan. Mineraaliöljyn (hiilivetyjakeet C10 - C40) määrityksessä on käytettävä standardin SFS-EN mukaista menetelmää. Polykloorattujen bifenyylien (PCB) määrityksessä on käytettävä standardin SFS-EN mukaista menetelmää. Haitallisten aineiden liukoisuus jätteestä Haitallisten aineiden liukoisuuden määrityksessä on käytettävä standardin CEN/TS mukaista läpivirtaustestiä. Laadunvalvonnassa voidaan myös käyttää standardin SFS-EN mukaista kaksivaiheista ravistelutestiä. Haitallisten aineiden pitoisuus uuttoliuoksissa on määritettävä standardien SFS-EN (ph, As, Ba, Cd, Cl-, Co, Cr, CrVI, Cu, Mo, Ni, NO2 -, Pb, kokonais-s, SO4 2-,V ja Zn) ja SFS-EN (ammonium, AOX, sähkön johtavuus, Hg, fenoli-indeksi, TOC, helposti vapautuva CN- ja F-) mukaisesti. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/12/EY (32006L0012); EYVL N:o L 114, , s. 9, Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut. 98/48/EY, mukaisesti. Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen: /403: Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta Ilmoitusasiassa, joka on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/12/EY (32006L0012); EYVL N:o L 114, , s /1825: Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.75 Tuhkarakentamisen käsikirja Liite 2 (1/4) Liite 2: MARA-ilmoitusmalli Malliksi täytetty Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa (MARA-ilmoitus) on laadittu kuvitteelliselle kohteelle, jossa routimisesta ja heikosta kantavuudesta kärsineen tierakenteen routaeristystä sekä kantavuutta parannetaan korottamalla tasausta 250 mm massiivilentotuhkakerroksen avulla ja stabiloimalla vanhan kantavan kerroksen materiaali 250 mm kerrosstabiloinnilla, joka sisältää 6 % tuhkaa runkomateriaalin kuivapainosta. Toimenpiteissä käytetään karkeasti arvioituna yhteensä noin 3300 tonnia kuivaa lentotuhkaa, josta noin 3000 tonnia tarvitaan massiivirakenteeseen ja 300 tonnia kerrosstabilointiin. Laskelmissa on käytetty tierakenteen pituutena 1000 m ja leveytenä 9 m. Lentotuhkan kuivairtotiheytenä on käytetty arvoa 1300 kg/m 3. Ilmoituksessa on esitetty lentotuhkan kokonaismääräksi noin 10 % suurempi määrä eli 3500 tonnia, koska käytännössä esimerkiksi sekoitustyössä tai maksimikuivairtotiheyden arvioinnissa voi tulla virheitä ja tarvittava materiaalimäärä voi olla hieman suunniteltua suurempi. Koska ilmoitukseen merkitään käytetyt materiaalimäärät massoina maarakentamisessa yleisemmin käytettyjen tilavuuksien sijaan, ilmoituksen täyttämisessä ja työmaadokumentoinnissa on tehtävä selvä ero kuivan ja kostutetun lentotuhkan välillä. Ero kuivan ja kostutetun lentotuhkan massoissa voi olla suurimmillaan jopa 50 %. Malliksi täytetty ilmoitus sisältää lisäksi kommentteja ja täyttöohjeita. Ilmoituksen liitteeksi tulee lisäksi laittaa: - suunnitelmakartta kohteesta - käytettävän tuhkan pitoisuus ja liukoisuustiedot - tiedot mahdollisesta välivarastointi- ja käsittelypaikasta - tiivistelmä toimenpiteistä - mahdolliset lisätutkimussuunnitelmat Virallinen lomakepohja ja ohjeistus löytyvät Valtion ympäristöhallinnon sivuilta osoitteesta: MARA-asetus on esitetty kokonaisuudessaan liitteellä 1.76 Liite 2 (2/4) Tuhkarakentamisen käsikirja Mikäli ilmoituksen jättää joku muu kuin kohteen haltija, täytetään myös kohdat 3 Ja 4. Muu ilmoituksen jättäjä voi olla esimerkiksi urakoitsija.77 Tuhkarakentamisen käsikirja Liite 2 (3/4) Merkitään käytettävän jätteen arvioitu maksimimäärä. Määrässä on suositeltavaa huomioida mahdolliset epätarkkuudet sekoituksessa sekä vaihtelu tuhkan kuivairtotiheydessä. Jäteluettelo: te/jate_ _luo_002.html78 Liite 2 (4/4) Tuhkarakentamisen käsikirja79 Tuhkarakentamisen käsikirja Liite 3 (1/3) Liite 3: Rakennevaihtoehtotarkastelu Kuvissa 1 4 on esitelty erilaisia rakennevaihtoehtoja eri kantavuusluokkien teille. Ensimmäinen rakennevaihtoehto jokaisessa kuvassa on murskerakenne, johon sivutuoterakenteita voidaan verrata. Laskennassa on käytetty kahta erilaista alusrakenneluokkaa. Alusrakenneluokat on esitetty taulukossa 1, jossa on esitelty myös laskelmissa käytettyjä arvoja kantavuudelle, sallitulle laskennalliselle routanousulle ja mitoitusroudansyvyydelle eri tapauksissa. Taulukko 1 Laskennassa käytetyt parametrit. Alusrakenneluokka Alusrakenteen moduuli Routaturpoama Tavoitekantavuus Sallittu laskennallinen routanousu Mitoitusroudansyvyys Helppo pohjamaa sf 35 MPa 6 % 100 MPa 30 mm 1,6 m Vaikea pohjamaa si 20 MPa 16 % 100 MPa 30 mm 1,6 m Vaikea pohjamaa si 20 MPa 16 % 200 MPa 30 mm 1,6 m Vaikea pohjamaa si 20 MPa 16 % 300 MPa 10 mm 1,6 m Tärkeimpänä kriteerinä rakennevaihtoehtojen laskennassa on käytetty routanousua. Kuvissa käytettävillä LT2 ja LT1 merkinnöillä viitataan käsikirjan luvussa 3.3 määriteltyihin käyttöluokkiin. Murske1:n moduuli on 280 MPa ja murske 2:n moduuli on 200 MPa. Helppo pohjamaa, 100 MPa Kuvassa 1 on esitetty erilaisia rakennevaihtoehtoja helpon pohjamaan tielle, jonka tavoitekantavuus on 100 MPa ja sallittu laskennallinen routanousu 30 mm. Kuva 1 Kevyenliikenteentien rakennevaihtoehtoja helpolle pohjamaalle. Tavoitekantavuus on 100 MPa ja sallittu laskennallinen routanousu on 30 mm. Kuvan 1 rakennevaihtoehdoista nähdään, että kun hiekkaa korvataan lentotuhkalla, rakennetta voidaan ohentaa lentotuhkan lämmöneristävyyden ansiosta. Lisäksi kantavuus paranee lentotuhkaa käyttämällä. Jos rakenteessa käytetään vielä suodatinkerroksen hiekan sijasta pohjatuhkaa, voidaan rakennetta ohentaa entisestään. Myös rikastushiekan ja lentotuhkan seos murskekerroksen alla ohentaa rakennetta hieman sekä nostaa kantavuutta.80 Liite 3 (2/4) Tuhkarakentamisen käsikirja Vaikea pohjamaa, 100 MPa Kuvassa 2 on esitetty rakennevaihtoehtoja vaikean pohjamaan tielle, jonka tavoitekantavuus on 100 MPa ja sallittu laskennallinen routanousu on 30 mm. Kuva 2 Kevyenliikenteentien rakennevaihtoehtoja vaikealle pohjamaalle. Tavoitekantavuus on 100 MPa ja sallittu laskennallinen routanousu on 30 mm. Kuvasta 2 nähdään kuinka vaikeammalla pohjamaalla lentotuhkan ominaisuuksia pystytään hyödyntämään vielä helppoa pohjamaata paremmin. Helpolla pohjamaalla lentotuhkarakenteella pystyttiin rakentamaan 100 mm matalampi rakenne lentotuhkalla LT2, vaikealla pohjamaalla jopa 120 mm matalampi. Parempilaatuista lentotuhkaa käyttämällä (LT2 LT1) rakenteen kantavuus paranee, mutta rakenteen paksuutta ei voida alentaa, koska routanousu kasvaa silloin yli sallitun 30 mm rajan. Pohjatuhkalla voidaan madaltaa rakennetta sen hiekkaa matalamman lämmönjohtavuuden ansiosta. Vaikea pohjamaa, 200 MPa Kuvassa 3 on esitetty rakennevaihtoehtoja vaikealle pohjamaalle rakennettavalle tielle, jonka kantavuusvaatimus on 200 MPa ja sallittu laskennallinen routanousu on 30 mm. Kuva 3 Kuormitusluokan 2,0 tien rakennevaihtoehtoja vaikealle pohjamaalle. Tavoitekantavuus on 200 MPa ja sallittu laskennallinen routanousu on 30 mm. Kuvasta 3 nähdään kuinka kerrosstabilointi vähentää alemman murskekerroksen paksuutta. Toisaalta rikastushiekka-lentotuhkarakenteella sekä kuitutuhkarakenteella voidaan vähentää myös sekä murskeen, että hiekan tarvetta. Rakenteiden viereen on vielä esitetty lentotuhkarakenne vastaavassa tilanteessa. Kyseinen lentotuhkarakenne on ohuin.81 Tuhkarakentamisen käsikirja Liite 3 (3/3) Vaikea pohjamaa, 300 MPa Kuvassa 4 on esitetty rakennevaihtoehtoja vaikealle pohjamaalle rakennettavalle tielle, jonka kantavuusvaatimus on 300 MPa ja sallittu laskennallinen routanousu on 10 mm. Kuva 4 Kuormitusluokan 6,0 tien rakennevaihtoehtoja vaikealla pohjamaalla. Tavoitekantavuus on 300 MPa ja sallittu laskennallinen routanousu on 10 mm. Kuvasta 4 nähdään, että käyttöluokan 2 tuhkaa joudutaan laittamaan jo aika suuri kerros, jotta saavutetaan vaadittu kantavuustaso. Toisaalta tämä vähentää rakenteen lämmönjohtavuutta ja johtaa siten kokonaisuudessaan matalaan rakenteeseen. Käyttöluokan 1 tuhkalla tuhkakerroksen paksuus on LT2:ta pienempi, mutta kantavuus on parempi.82 83 Tuhkarakentamisen käsikirja Liite 4 (1/3) Liite 4: Esimerkkihankkeet 1. Turku Life Stable Lähtökohdat STABLE (LIFE06 ENV/FIN/000195) toteutettiin EU:n tukemana Life-Ympäristö projektina "TBT:llä saastuneiden sedimenttien hallittu käsittely ja hyödyntäminen infra-sovelluksissa. Tapaus: Aurajoki Turku". STABLE:ssa kehitettiin ja testattiin ruoppausta ympäristökauhalla sekä stabilointia prosessistabilointilaitteistolla. Projektiin kuului kaksi pilottikohdetta Turun satamassa: pienempi menetelmien kenttätestaus vuonna 2007 ja laitteiston kehittämisen jälkeen suuremman mittakaavan pilotti vuonna Materiaalit ja rakenne Aurajoen stabiloitavat sedimentit olivat saastuneet TBT:llä eli tributyylitinalla. Saastuneet sedimentit ruopattiin ympäristökauhalla ja stabiloitiin prosessistabilointilaitteistolla. Stabiloidut massat läjitettiin joesta rajattuun altaaseen. Massojen läjitysalueen on tarkoitus toimia valmiina konttien säilytysalueen perustana. Läjitysalue on esitetty kuvassa 1. Kuva 1 Stabiloitujen sedimenttien läjitysalue. Suunnittelu Ennen rakentamista laboratoriossa suoritettiin tutkimuksia, joilla selvitettiin mikä kohteella on paras sideaineratkaisu niin teknisesti kuin ympäristönkin kannalta. Laboratoriossa tutkittiin lentotuhkan vaikutusta lujuuden kehitykseen. Kuvassa 2 on esitetty stabiloitavuuskokeen tuloksia, jossa sedimenttiä stabiloitiin sementillä sekä sementti lentotuhka seoksilla. Tuloksista nähdään selkeästi kuinka lentotuhkan lisäys kasvattaa puristuslujuutta huomattavasti. Kuva 2 Puristuslujuuden kasvu, kun lentotuhkan määrä kasvaa. Laboratoriossa todettiin, että käyttämällä 250 kg/m 3 sementtiä tai pudottamalla sementin määrä 45 kg/m 3 ja lisäämällä sideaineseokseen lentotuhkaa ja masuunikuonaa saavutettiin sama lujuustaso (100 kpa). Sideaineseoksessa kokonaissideainemäärä oli myös 250 kg/m 3. Tulokset Pilotin tuloksista voitiin todeta että, prosessistabilointilaitteisto sekoittaa sideaineen homogeenisesti ruopattuun sedimenttiin, joka varmistaa tasaisen stabilointitulokset. Tämä mahdollistaa myös pienemmän sideainemäärän käytön verrattuna massasyvästabilointilaitteistoon ja siten aiheuttaa säästöjä. Prosessistabilointi vaatii suuria massamääriä toimiakseen kustannustehokkaasti. Käytetty sideaineseos vaikuttaa kriittisesti stabiloinnin tekniseen laatuun ja taloudellisuuteen. Sideainereseptin optimointi vaatii laajaa laboratoriotestausta, jotta voidaan löytää paras mahdollinen sideaineyhdistelmä stabilointia varten. Yhdistetty ympäristökauhan ja prosessistabilointilaitteiston käyttö kuluttaa vähemmän uusiutumattomia luonnonvaroja ja energiaa kuin vaihtoehtoiset menetelmät. Vaihtoehtoisia menetelmiä ovat mm. normaalin kauhan käyttö ruoppauksessa, massasyvästabilointi prosessistabiloinnin sijaan, murske täytöissä stabiloidun sedimentin sijaan jolloin stabiloitu sedimentti sijoitettaisiin kaatopaikalle.84 Liite 4 (2/3) Tuhkarakentamisen käsikirja 2. Keski-Suomen UUMA Jämsän tuhkarakentamishankkeet 2010 Lähtökohdat Tiehankkeet toteutettiin vuonna 2010 osana alueellista UUMA-kehitysohjelmaa "Infrarakentamisen uusi materiaaliteknologia" (UUMA). Vuoden 2010 Keski-Suomen UUMA - rakennuskohteiksi valikoitui kaksi korjausta vaativaa tiekohdetta: Maantie Seppola-Kaipola ja maantie Hiidenmäki- Vaheri, tieosa 2. Mt Seppola-Kaipolassa oli lähes koko suunnittelualuella kantavuusongelmia. Tie suunniteltiin parannettavaksi koko suunnittelualueen osalta lentotuhka-sementtikerrosstabiloinnin avulla (Kuva 3). Kuva 3 Mt Seppola-Kaipola korjauksessa käytetty rakenne. Mt Hiidenmäki-Vaheri tieosa 2 oli ennen korjaustoimenpiteitä pääosin kantavuudeltaan riittämätön, selvästi urautunut ja sisälsi routahalkeamia. Kohde suunniteltiin parannettavaksi lähes koko suunnittelualueen osalta kantavan kerroksen lentotuhkasementtikerrosstabiloinnilla. Lisäksi routanousujen vaurioittamat osuudet suunniteltiin parannettavaksi massiivituhkaisen jakavan- /routaeristyskerroksen avulla (Error! Reference source not found.). Kuva 4 Mt Hiidenmäki-Vaheri korjauksessa käytetyt rakenteet. Materiaalit ja rakenne Hankkeessa stabiloinnit toteutettiin käyttäen sideaineena lentotuhkia ja sementtiä. Seppola-Kaipolan kerrosstabilointi oli 4150 m pitkä osuus. Lentotuhkaa suunniteltiin käytettäväksi 8 % stabiloitavan materiaalin kuivapainosta. Kokonaisuudessaan sitä käytettiin stabiloinnissa yhteensä 1300 t. Hiidenmäki-Vaheri tieosa 2:n massiivituhkaisen eristekerroksen sisältävää osuutta toteutettiin yhteensä 3420 m ja kerrosstabilointia kokonaisuudessaan 4325 m. Massiivituhkaosuuksilla lentotuhkaa käytettiin yhteensä 1120 t ja kerrosstabiloinnissa t (7 % stabiloitavan materiaalin kuivapainosta). Suunnittelu Kerrosstabilointirakenteiden optimaaliset sideainekoostumukset ja rakentamisen keskeiset parametrit selvitettiin valmistamalla rakentamiskohteilta kerätyistä vanhan tierakenteen kantavaa kerrosta edustavista näytteistä ja eri sideaineseoksista koekappaleita. Täysin tuhkasta tai stabiloidusta tuhkasta rakennettavien rakenteiden toimivuutta tutkittiin valmistamalla tuhkanäytteistä ja eri seosaineista koekappaleita. Laboratoriossa selvitettiin koekappaleiden puristuslujuuksia ja jäätymissulamiskestävyyttä. Tulokset Seppola-Kaipola: tie koko matkalta erinomaisessa kunnossa. Tieosuus oli lähes vauriottomassa tilassa. Kantavuus oli pääosin huomattavan korkea vaihdellen välillä MPa ja ollen keskimäärin 749 MPa. Tieosuuksien keskikantavuudet on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1 Tieosuuksien kantavuudet rakentamisen jälkeen. Tie Osuus Rakenne Keskikantavuus [MPa] /300-1/4450 Kerrosstabilointi 250 mm /0-2/4700 Massiivituhka 300 mm ja/tai Kerrosstabilointi 250 mm 493 Koeporausten perusteella stabilointi oli onnistunut hyvin ja saavuttanut hyvän lujuustason talven jälkeen. Päällysteen kiinnittyminen stabiloituun kerrokseen on tosin porausten perusteella heikohkoa. Hiidenmäki-Vaheri: kantavuus oli korkeampi kuin muualta tiestä mitatut arvot. Tieosuus oli pääosin vauriottomassa tilassa. Paikoin havaittiin kapeita pituus- ja keskisaumahalkeamia, sekä yhdessä kohtaa lievä reunapainuma. Päällyste oli erityisesti osuuden alkupäästä ajourien kohdalta kulunut ja hieman rosoinen, mutta selviä purkaumia ei vielä havaittu. Kantavuus oli pääosin korkeahko (>300 MPa) vaihdellen välillä MPa ja ollen keskimäärin 493 MPa. Tien kantavuustasosta jäätiin silti selvästi, mikä johtuu pääosin ohuemmasta päällysteestä, ohuemmasta kokonaisrakenteesta ja pehmeämmästä pohjamaasta, mutta toisaalta todennäköisesti myös heikommin onnistuneesta stabiloinnista. Heikommin onnistuneesta stabiloinnista antoi viitteitä myös porauksen vaikeus ja ylös nostetuista kappaleista mitatut alhaiset puristuslujuudet. Stabiloinnin onnistumiseen on todennäköisimmin vaikuttanut myöhäinen stabilointiajankohta (lokakuun alku).85 Tuhkarakentamisen käsikirja Liite 4 (3/3) 3. Kukkia Circlet Lähtökohdat Kukkia Circlet Life hankkeessa pilotissa testattiin sorateiden kunnostamista ja ylläpitoa sekä kevyen liikenteen väylien rakentamista teollisuuden sivutuotteita hyödyntäen. Kukkia Circlet -projektissa rakennettiin kaksi kevyen liikenteen väylää kuitutuhka rakenteella. Pohjamaana kohteissa oli turvepehmeikkö ja siltti. Materiaalit ja rakenne Kohteilla käytettiin kuitusaven (KS), lentotuhkan (LT) ja yleissementin (YSe) sekoitusta suhteessa KS:LT 10:7 + 6 % YSe. Lisäksi kohteilla käytettiin pintamateriaalina suotokakkumurske -seosta. Kuvissa 5 ja 6 on esitetty kohteilla käytetyt periaaterakenteet. Kuva 5 Silttisen pohjamaan kevyen liikenteenväylän rakenne. Kuva 6 Turvepehmeikön kevyen liikenteen väylän rakenne. Turvepehmeiköllä kuitutuhkakerros toimii lähinnä kantavana ja keventävänä materiaalina, ja silttisellä pohjalla sekä kantavana että routaeristävänä materiaalina. Pehmeikköjen rakentamisen jälkeisen painuman estämiseksi talven aikana rakennettiin pehmeikköjen kohdille noin 1 metrin paksuinen ylipenger vahvistekankaasta ja moreenista tai murskeesta. Painumisen jälkeen alkukesällä penger tasoitettiin alusrakenteeksi suunnitellun päällysrakenteen tasoon. Suunnittelu Kuitusaven (KS), lentotuhkan (LT) ja seoksessa käytettävän sideaineen resepti optimoitiin laboratoriotestein. Hyväksyttäville seoksille tehtiin pitkän ajan käyttäytymistä ennustavat rasituskokeet. Teknisten testausten lisäksi kuitusavi-lentotuhka seoksen ympäristökelpoisuus tutkittiin liukoisuustestein. Taulukoissa 2 ja 3 on esitetty Kuitutuhkasideaineseoksille asetetut tavoitearvot rakentamista varten. [KS + LT 10:7] + YSe 6% [KS + LT 10:10]+ YSe 6% Taulukko 2 Kuitutuhka-sideaineseoksen tavoitearvot rakentamista varten. Koerakentaminen Vesipitoisuus (%) Materiaali-seos Tiiviysaste D(%) / ρ (kg/m 3 ) 89-90/ / Tavoite Valvojan arvio/ hylkäys Rakennepaksuus (cm) > >60 >20 Taulukko 3 Kuitutuhka-sideaineseoksen tavoitearvot rakentamista varten. Seos (laboratoriotutkimukset Kuivairtotiheys max Materiaaliseos Optimivesipitoisuus (%) (kg/m 3 ) [KS + LT 10:7] + YSe 6% 45 (w 0 = 62) 965 (898) [KS + LT 10:10]+ YSe 6% 41 (w 0 = 54) 1010 (962) Tulokset Kevyen liikenteen väylät olivat pääosin säilyneet hyväkuntoisina yhden vuoden seurannan aikana. Väylissä oli ollut keväisin halkeamia niillä kohdin, joissa kuitutuhkakerros oli jäänyt suunniteltua ohuemmaksi. Bitumisekoitteinen pinta (murske+sj+bie+srse) oli halkeillut rakentamisen jälkeisenä keväänä, mutta sulkeutunut kesällä. Kuitusavisekoitteinen pinta (murske +SJ+kuja+ CaO+KS) oli säilynyt suhteellisen hyväkuntoisena. Pintauksessa käytettiin 12 mm:n soramursketta, jolla saatiin tiivis pinta. Kalliomursketta käyttämällä tulos olisi ehkä vielä parempi. Kantavuudet olivat alhaisia, mutta kuitutuhkarakenteella ei pyritä pelkästään kantavuuden parantumiseen vaan ratkaisu perustuu nimenomaan eristävään, erottavaan ja joustavaan kerrokseen, joka pienentää roudan tunkeutumissyvyyttä, estää kulutuskerroksen ja pohjamaan sekoittumisen sekä tasaa routaliikkeitä. Näytä lisää
TUHKARAKENTAMISEN KÄSIKIRJA ENERGIANTUOTANNON TUHKAT VÄYLÄ-, KENTTÄ- JA MAARAKENTEISSA TAUSTAA Voimalaitostuhkien hyötykäyttömahdollisuudet maarakentamisessa ovat laajentuneet 2000-luvun aikana teknologian, Lisätiedot ENERGIA- JA METSÄTEOLLISUUDEN TUHKIEN YMPÄRISTÖKELPOISUUS
Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Kestävä kaivstiminta II KOKEMUKSIA PEITTOMATERIAALEISTA 27.11.2012 FM MERJA AUTIOLA, RAMBOLL FINLAND OY KOKEMUKSIA TIIVISMATERIAALIEN TUTKIMUKSISTA KAATOPAIKKAOLOSUHTEISIIN Lisätiedot Ramboll. Knowledge taking people further --- Turun satama. Pernon väylän TBT-massojen kiinteyttäminen stabiloimalla, tekniset tutkimukset
Ramboll Knowledge taking people further --- Pernon väylän TBT-massojen kiinteyttäminen stabiloimalla, tekniset tutkimukset Helmikuu 7 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland Puhelin: 020 755 Lisätiedot www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet
www.ruukki.com MINERAALI- TUOTTEET Kierrätys ja Mineraalituotteet Masuunihiekka stabiloinnit (sideaineena) pehmeikkörakenteet sidekivien alusrakenteet putkijohtokaivannot salaojan ympärystäytöt alapohjan Lisätiedot 2. MATERIAALIT. Tässä luvussa mainittuja materiaaleja on esitelty lyhyesti liitteessä 2A.
2. MATERIAALIT 2.1 Materiaalit eri perustein luokiteltuna Uusiomateriaalit ovat syntytavaltaan ja ominaisuuksiltaan hyvin erilaisia. Osa uusiomateriaaleista on käyttöominaisuuksiltaan lähellä luonnonmateriaaleja, Lisätiedot UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017 UUMA2. Uusiomateriaalit maarakentamisessa 23.10.2015. Marjo Ronkainen, Ramboll
UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA Uusiomateriaalit maarakentamisessa 23.10.2015 Marjo Ronkainen, Ramboll -ohjelma 2 Työntöä markkinoille Yritykset Vetoa markkinoille Julkinen taho 3 Toteutus 1.Tiedon Lisätiedot Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö
Uusiomateriaalien ympäristökelpoisuus ja lainsäädäntö Jätteen hyödyntäminen Keskeistä lainsäädäntöä ja viranomaisohjetta Ympäristölupa vai ilmoitus Ympäristölupahakemuksesta Annetut päätökset LSSAVIssa Lisätiedot Rudus Oy. Pohjatuhkaohje
Rudus Oy Pohjatuhkaohje Käyttöohje rakentamiseen ja suunnitteluun 1/2008 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Pohjatuhkat... 4 2.1 Pohjatuhkan synty... 4 2.2 Tekniset ominaisuudet ja laatuvaatimukset... 4 2.3 Ympäristökelpoisuus Lisätiedot UUMA2-VUOSISEMINAARI 2013 LENTOTUHKARAKENTEIDEN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS
UUMA2-VUOSISEMINAARI 2013 Diplomityön LENTOTUHKARAKENTEIDEN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS välikatsaus Timo Tarkkio ESITYKSEN KULKU: - Työn esittely - Koekohteet - Kohteiden tuhkarakenteet - Tehdyt tutkimukset - Lisätiedot UUMA2 UUMA2-VUOSISEMINAARI 14.11.2013 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen.fi
UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA -VUOSISEMINAARI 14.11.2013 www.uusiomaarakentaminen.fi koordinaattori: pentti.lahtinen@ramboll.fi UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA Lisätiedot Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.
Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston Lisätiedot Jätteenpolton kuonien hyötykäyttökokemuksia 10.9.2015 UUMA2-vuosiseminaari Annika Sormunen
Jätteenpolton kuonien hyötykäyttökokemuksia 10.9.2015 UUMA2-vuosiseminaari Annika Sormunen Sisältö Tausta Kuonan käsittely Kuonan ominaisuudet Kuonan hyötykäyttö - esimerkkikohteita Jatkosuunnitelmat Tausta Lisätiedot Betoroc- murskeet. Tuomo Joutsenoja 18.10.2012
Betoroc- murskeet Tuomo Joutsenoja 18.10.2012 Rudus Oy lyhyesti Emoyhtiö irlantilainen CRH plc CRH plc liikevaihto 2010: 17,2 mrd henkilöstö2010: noin 80 000 toimipaikkoja 2010: yli 3700, 35 maassa Rudus Lisätiedot INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA: UUMA2-HANKE
UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA Seinäjoen itäinen ohikulkutie Vt19, tuhkarakentaminen UUSIOMATERIAALIT RAKENTAMISESSA -OHJELMA 2013-2017 Pääkaupunkiseudun alueseminaari 27.4.2015 www.uusiomaarakentaminen.fi Lisätiedot UUMA2 -sisältö. UUMA2 Demoohjelma 2012-2017
2017 pentti.lahtinen@ramboll.fi UUMA2 -sisältö Huonolaatuiset maaainekset: savet siltit moreenit Lievästi pilaantuneet maaainekset Maa-ainekset sedimentit Lähtötilanne Teollisuuden sivutuotteet tuhkat Lisätiedot UUMA2 UUMA2 OHJELMA 2013-2017 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017. www.uusiomaarakentaminen.fi
UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017 www.uusiomaarakentaminen.fi koordinaattori: pentti.lahtinen@ramboll.fi projektipäällikkö: marjo.ronkainen@ramboll.fi UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA Lisätiedot Jätteen käyttö maarakentamisessa näkökulmia
Jätteen käyttö maarakentamisessa näkökulmia Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö Resurssiviisas infrarakentaminen, 18.11.2015, Hki Esityksen runko Mitä on puhdas teknologia (cleantech)? Lisätiedot Rudus Oy. Lentotuhkaohje
Rudus Oy Lentotuhkaohje Käyttöohje rakentamiseen ja suunnitteluun 1/2008 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Lentotuhkat...4 2.1 Lentotuhkan synty...4 2.2 Tekniset ominaisuudet ja laatuvaatimukset...4 2.3 Ympäristökelpoisuus Lisätiedot Luonnos uudeksi MARAasetukseksi. Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, , SYKE
Luonnos uudeksi MARAasetukseksi Else Peuranen, ympäristöministeriö MARA-MASA -neuvottelupäivä, 22.11.2016, SYKE Esityksen sisältö Soveltamisala Määritelmät Jätteen hyödyntämisen ja siihen liittyvän välivarastoinnin Lisätiedot Alueellinen Uuma-hanke Savo-Karjalan Uuma 2
Alueellinen Uuma-hanke Savo-Karjalan Uuma 2 pentti.lahtinen@ramboll.fi harri.jyrava@ramboll.fi Alueella syntyvät UUMA-materiaalit 1000 t/vuosi 10000 10498 1000 t/vuosi 50 46 8000 40 40 6000 5442 30 4000 Lisätiedot Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje
Ilmoitus jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa täyttöohje Yleistä Valtioneuvoston asetuksessa eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (591/2006, liitteitä koskeva muutos 403/2009) määritellään Lisätiedot Ohje Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. Viitteet 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1.
1 21110 Suodatinkerrokset Suodatinkankaiden vaatimukset esitetään luvussa 21120. 21120 Suodatinkankaat, InfraRYL osa 1. 21110.1 Suodatinkerroksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti Lisätiedot Harjoitus 5. Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa
Harjoitus 5 Mineraaliset seosaineet, Käyttö ja huomioonottaminen suhteituksessa Mineraaliset seosaineet Lentotuhka Filleri Seosaine Masuunikuonajauhe Sideaine Erityisesti massiiviset ja sulfaatinkestävät Lisätiedot Koerakentaminen tienpidosta vastaavan viranomaisen näkökulmasta
1 1. TIEHALLINNON TOIMINTASTRATEGIA 2. TIEHALLINNON YMPÄRISTÖPOLITIIKKA 3. MATERIAALIEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN 4. TIEHALLINNON KOERAKENTAMINEN SIVUTUOTTEIDEN OSALTA 5. SIVUTUOTTEIDEN HYÖTYKÄYTÖN ONGELMAT Lisätiedot UUMA2 - Seminaari Rakennuttajanäkökulma Tuotehyväksyntä ja EN-standardit Liikennevirasto/Tuomo Kallionpää
UUMA2 - Seminaari Rakennuttajanäkökulma Tuotehyväksyntä ja EN-standardit Liikennevirasto/Tuomo Tierakenteissa käytettävien UUMA - materiaalien tuotehyväksyntä. Tärkeimmät ohjeet. UUMA- materiaalien käyttöön Lisätiedot UUMA2 UUSIOMATERIAALIT RAKENTAMISESSA UUMA2-OHJELMA 2013-2017. Vuosiseminaari 10.9.2015 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017
UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA 1 -ohjelman sisältö 2 Uuma2 -kehittämisalueet 1.Materiaalien tuotekehitys ja tuotteistus Tekninen kelpoisuus Ympäristökelpoisuus Materiaalituotanto: logistiikka, varastointi Lisätiedot UUMA2 UUMA2 UUMA2 UUMA2 22.9.2014 UUSIOMATERIAALIT RAKENTAMISESSA UUMA2 OHJELMA 2013-2017. UUMA2-ohjelman sisältö. Maarakennuspäivä 18.9.
UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA DEMONSTRAATIO OHJELMA 2013 2017 TUOTEKEHITYS SUUNNITTELU RAKENNUTTAMINEN UUSIOMATERIAALIT Lisätiedot Liitetaulukko 1/11. Tutkittujen materiaalien kokonaispitoisuudet KOTIMAINEN MB-JÄTE <1MM SAKSAN MB- JÄTE <1MM POHJAKUONA <10MM
Liitetaulukko 1/11 Tutkittujen materiaalien kokonaispitoisuudet NÄYTE KOTIMAINEN MB-JÄTE Lisätiedot Standardien merkitys jätelainsäädännössä
Standardien merkitys jätelainsäädännössä Uudet yhteiset standardit ympäristöanalytiikkaan seminaari SFS:ssä 13.5.2014 11:45-16:15 Malminkatu 34, Helsinki Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013), Lisätiedot Keinot tiskiin! Miten kiviainekset pannaan riittämään kestävästi? Jukka Annevirta, INFRA ry
Keinot tiskiin! Miten kiviainekset pannaan riittämään kestävästi? Jukka Annevirta, TARVITAANKO KIVIAINEKSIA VIELÄ 2020- LUVUN SUOMESSA? JA MISTÄ LÄHTEISTÄ KIVIAINEKSET OTETAAN? Maa- ja vesirakennus-, asfaltti- Lisätiedot Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen. Eeva Lillman 12.11.2015
Energiantuotannon tuhkien hyödyntäminen Eeva Lillman 12.11.2015 Päätuotteet yhteistuotannolla tuotettu sähkö ja kaukolämpö Lahden kaupungin 100- prosenttisesti omistama Kolme voimalaitosta Lahdessa, yksi Lisätiedot 18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet
18145 Vaahtolasimurskepenkereet ja -rakenteet Määrämittausohje 1814. 18145.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja -rakenteen materiaalit 18145.1.1 Vaahtolasimurskepenkereen ja rakenteen materiaali, yleistä Tuotteen Lisätiedot UUSIOMATERIAALIEN HYÖTYKÄYTTÖ SAVO- KARJALAN KIERTOTALOUDESSA
UUSIOMATERIAALIEN HYÖTYKÄYTTÖ SAVO- KARJALAN KIERTOTALOUDESSA Jani Bergström 26.5.2016 Uusiomateriaalien hyötykäyttö Savo-Karjalan kiertotaloudessa projekti (11.1.2016-31.12.2017) Projektin tuloksena Itä-Suomen Lisätiedot Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa. KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015
Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa KokoEko-seminaari, Kuopio, 10.2.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 17.2.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka VNA kaatopaikoista Lisätiedot UUSIOMATERIAALIT RAKENTAMISESSA UUMA2-OHJELMA 2013-2017
UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA LIFE09 ENV/FI/575 ABSOILS Seinäjoen itäinen ohikulkutie Vt19, tuhkarakentaminen UUSIOMATERIAALIT RAKENTAMISESSA -OHJELMA 2013-2017 Satakunnan -aluehankeseminaari 29.10.2014 Lisätiedot Pt 14547/01/0-8165 Teuroistentie (Elimäki, Koria) Lentotuhka kerrosstabiloinnin sideaineena
UUMA-inventaari Pt 14547/01/0-8165 Teuroistentie (Elimäki, Koria) Lentotuhka kerrosstabiloinnin sideaineena 2008 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland Puhelin: 020 755 6740 www.ramboll.fi Lisätiedot Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet
Metsäteollisuuden sivuvirrat Hyödyntämisen haasteet ja mahdollisuudet GES-verkostotapaaminen Kukkuroinmäen jätekeskus 24.02.2016 Apila Group Oy Ab Mervi Matilainen Apila Group Kiertotalouden koordinaattori Lisätiedot Maa- ja tienrakennustuotteet
Maa- ja tienrakennustuotteet Masuunihiekka, MaHk Hyvä lämmöneristyskyky ja kantavuus, minkä vuoksi masuunihiekalla tehdyt rakenteet voidaan tehdä normaalia ohuemmiksi. Tehtyjen rakenteiden kantavuus lisääntyy Lisätiedot UUSIOMATERIAALIT RAKENTAMISESSA UUMA 2 KAAKKOIS-SUOMEN ALUESEMINAARI 5.5.2015 UUSIORAKENTEET KOUVOLASSA 2007-20011 REIJO KIUKAS
UUSIOMATERIAALIT RAKENTAMISESSA UUMA 2 KAAKKOIS-SUOMEN ALUESEMINAARI 5.5.2015 UUSIORAKENTEET KOUVOLASSA 2007-20011 REIJO KIUKAS TOTEUTUNEET KOHTEET Kohde Rakenne pit. toteutunutkm Hyypiä areenan kenttä Lisätiedot ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI
ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI Tuhkat hyötykäyttöön säästöjä päästöissä, luonnonvaroissa ja työmäärässä TkT Pentti Lahtinen, pentti.lahtinen@ramboll.fi UUMA 2010-2016 UUMA 2010 2016 VALTAKUNNALLINEN Lisätiedot UUMA2 Vuosiseminaari 10.9.2015. Maija Heikkinen Metsäteollisuus ry
UUMA2 Vuosiseminaari 10.9.2015 Maija Heikkinen Metsäteollisuus ry 2 Esityksen sisältö 1. Metsäteollisuuden potentiaaliset sivuvirrat maarakentamisessa Syntypaikat Hyötykäyttömäärät 2. Haasteet sivuvirtojen Lisätiedot JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN. Päivi Seppänen, Golder Associates Oy
GEOTEKSTIILIALLAS JA MUITA MENETELMIÄ PILAANTUNEIDEN SEDIMENTTIEN KÄSITTELYYN Päivi Seppänen, Golder Associates Oy Käsittelymenetelmät ESITYKSEN RAKENNE Vedenpoistomenetelmät Puhdistusmenetelmät Sijoitusmenetelmät Lisätiedot Betoroc -murskeohje 06/2015. Käyttöohje rakentamiseen ja suunnitteluun
Betoroc -murskeohje 06/2015 Käyttöohje rakentamiseen ja suunnitteluun 1 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Betoroc-murskeet... 4 2.1 Betoroc-murskeiden luokitus... 4 2.2 Tekniset ominaisuudet ja laatuvaatimukset... Lisätiedot 213213 Komposiittistabilointi (KOST)
InfraRYL, TK242/TR4, Päivitys 19.3.2015/KM 1 213213 Komposiittistabilointi (KOST) Infra 2015 Määrämittausohje 2132. 213213.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit 213213.1.1 Komposiittistabiloinnin materiaalit, Lisätiedot HELSINKI JA UUMA II MASSATALOUS 14.11.2013 YTLK 24.9.2013
HELSINKI JA UUMA II MASSATALOUS 14.11.2013 YTLK 24.9.2013 Mikko Suominen Mikko Suominen VALTUUSTOSTRATEGIA 2013-2016 3 Toimiva Helsinki Kaupungin toiminta on kestävää ja tehokasta Ympäristökriteerien käyttöä Lisätiedot Hämeen tiepiiriin sivutuotteiden käyttösuunnitelma
Eeva Lillman Hämeen tiepiiriin sivutuotteiden käyttösuunnitelma Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 22/2009 gg Eeva Lillman Hämeen tiepiirin sivutuotteiden käyttösuunnitelma Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja Lisätiedot K e s t ä v ä s t i - s u o m a l a i s e s t a k i v e s t ä.
Terästeollisuuden kuonatuotteista uusiomateriaaleja rakentamisen tarpeisiin K e s t ä v ä s t i - s u o m a l a i s e s t a k i v e s t ä. Morenia Oy on Metsähallitus-konsernin tytäryhtiö. www.morenia.fi Lisätiedot UUMA-inventaari. VT4 429/6715-6815 (Keminmaa) Teräskuona massiivirakenteissa. Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland
UUMA-inventaari VT4 429/6715-6815 (Keminmaa) Teräskuona massiivirakenteissa 2008 Ramboll Vohlisaarentie 2 B 36760 Luopioinen Finland Puhelin: 020 755 6740 www.ramboll.fi Sisältö 1. Kohteen kuvaus 1 1.1 Lisätiedot Uusiomateriaaliselvitys Savo-Karjalan alueella (UUMA2 hanke)
Uusiomateriaaliselvitys Savo-Karjalan alueella (UUMA2 hanke) Selvitys 1/18 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Yleistä uusiomateriaaleista... 3 3. Uusiomateriaalien syntyminen ja tyypilliset käyttökohteet... Lisätiedot fill-r SUUNNITTELU- JA MITOITUSOHJE TIE-, KATU- JA MAARAKENTEISSA
SUUNNITTELU- JA MITOITUSOHJE TIE-, KATU- JA MAARAKENTEISSA www.fill-r.fi info@fill-r.fi SMARTERTHANROCK.FI Kölkynvuorentie 8 44500 Viitasaari Finland SUUNNITTELU- JA MITOITUSOHJE TIE-, KATU- JA MAARAKENTEISSA Lisätiedot Uusiomateriaalien käyttö tierakenteissa, Liikenneviraston ohjeet
Uusiomateriaalien käyttö tierakenteissa, Liikenneviraston ohjeet Laura Pennanen, Liikennevirasto Kaakkois-Suomen UUMA2-alueseminaari, 5.5.2015 Liikenneviraston strategia Visio vuoteen 2025 Fiksut väylät Lisätiedot UUMA2. Lainsäädännön kehittämisen tarve Mara ja Masa. Pirkanmaan UUMA2-alueseminaari UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA
UUMA2 UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017 Lainsäädännön kehittämisen tarve Mara ja Masa Pirkanmaan UUMA2-alueseminaari Tampere 29.10.2015 Marjo Ronkainen, Ramboll VNA (591/2006, 403/2009) Lisätiedot Sideaineet (UUMA) SFS-EN 451-2 tai SFS-EN 933-10. SFS-EN 451-2 tai SFS-EN 933-10. suunnitelman mukainen. suunnitelman mukainen suunnitelman mukainen
LIITE 3 A. Materiaalit (sideaine, täyteaine, runkoaine) B. Stabiloitu materiaali, ennakkokoe 6) C. Stabiloitu materiaali, laadunvalvonta 14130 STABILOITU MAARAKENNE JA STABILOITU Vaatimuksen tilanne Tutkimusmentelmän Lisätiedot PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA
PUITESOPIMUSKILPAILUTUS PILAANTUNEEN MAAN YM. MATERIAALIN VASTAANOTOSTA JA LOPPUSIJOITUKSESTA Koonti tarjouspyynnön mukaisista osatarjouksista Taulukko 1. Vaakamaksu Vaakamaksu Yksikköhinta ( /kuorma) Lisätiedot Metsäteollisuuden sivuvirrat
Metsäteollisuuden sivuvirrat Kaakkois-Suomen UUMA2-alueseminaari Hanna Eklund, UPM 2 Sisältö Metsäteollisuus Suomi ja Kaakkois-Suomi Hyödynnettävissä olevat sivuvirrat - Potentiaali Hyötykäyttötilanne Lisätiedot TIMO TARKKIO LENTOTUHKAN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS TEIDEN JA KENTTIEN PÄÄLLYSRAKENTEISSA
TIMO TARKKIO LENTOTUHKAN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS TEIDEN JA KENTTIEN PÄÄLLYSRAKENTEISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Pauli Kolisoja Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston Lisätiedot UUMA2 Väylät. Timo Tirkkonen, Liikennevirasto Kiviaines- murskauspäivät, 13.-14.2.2014
UUMA2 Väylät Timo Tirkkonen, Liikennevirasto Kiviaines- murskauspäivät, 13.-14.2.2014 Tausta UUMA2 kehittämisohjelma on käynnistynyt Uusiomateriaalien käyttöä haittaavien tietopuutteiden poistaminen Uusiomateriaalien Lisätiedot Rakentamisen maa-ainesjätteiden hyödyntäminen - MASA-asetus ja -taustaselvitys. Jussi Reinikainen / SYKE
Rakentamisen maa-ainesjätteiden hyödyntäminen - MASA-asetus ja -taustaselvitys Jussi Reinikainen / SYKE Esityksen sisältö MASA-asetuksen lähtökohdat MASA-taustaselvitys Yhteenveto 2 MASA-asetuksen lähtökohdat Lisätiedot UUMA2 UUMA2 OHJELMA UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA
UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017 www.uusiomaarakentaminen.fi koordinaattori: pentti.lahtinen@ramboll.fi projektipäällikkö: marjo.ronkainen@ramboll.fi UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA Lisätiedot Jätteenpolton pohjakuonat uusi mahdollisuus Riina Rantsi Suomen Erityisjäte oy
Jätteenpolton pohjakuonat uusi mahdollisuus Riina Rantsi Suomen Erityisjäte oy Sisältö Tausta Pohjakuonien käsittely Pohjakuonien hyödyntäminen maanrakennuksessa Pohjakuonien muut hyödyntämiskohteet Hyödyntämisen Lisätiedot Ohje Lisätarkistuksia tehdään tarvittaessa työn aikana. Rakeisuuskäyrät liitetään kelpoisuusasiakirjaan.
1 Tässä luvussa käsitellään johtokaivantojen eli johtojen, kaapeleiden, salaojien, putkien ja kaivojen alkutäyttöjä. Tässä luvussa alkutäytöllä tarkoitetaan myös rumpujen ympärystäyttöjä. 22332.1 Alkutäyttöjen Lisätiedot UUMA2 UUMA2. Uusiomateriaalien tekninen kelpoisuus ja ohjeet ryhmän toimintaa (TKO-ryhmä)
vuosiseminaari 10.09.2015 Uusiomateriaalien tekninen kelpoisuus ja ohjeet ryhmän toimintaa (TKO-ryhmä) ja jätteet Juha Forsman Ramboll Finland Oy vuosiseminaari 10.09.2015 Uusiomateriaalien tekninen kelpoisuus Lisätiedot HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360
Vastaanottaja Tampereen kaupunki Kaupunkiympäristön kehittäminen Asiakirjatyyppi Tutkimusraportti ID 1 387 178 Päivämäärä 13.8.2015 HAUKILUOMA II ASEMAKAAVA-ALUE NRO 8360 PAIKOITUSALUEEN MAAPERÄN HAITTA-AINETUTKIMUS Lisätiedot PANK-4006 PANK. PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: 11.09.1995 Korvaa menetelmän: TIE 402
Asfalttimassat ja -päällysteet, perusmenetelmät PANK-4006 PANK PÄÄLLYSTEEN SUHTEITUS PÄÄLLYSTEALAN NEUVOTTELUKUNTA Hyväksytty: 11.09.1995 Korvaa menetelmän: TIE 402 1. MENETELMÄN TARKOITUS Suhteitusmenetelmän Lisätiedot R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET
R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-, Lisätiedot MARA-asetuksen uudistus. Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö YGOFORUMin seminaari 2.11.2015, Helsinki
MARA-asetuksen uudistus Neuvotteleva virkamies Else Peuranen, ympäristöministeriö YGOFORUMin seminaari 2.11.2015, Helsinki MARA-asetuksen (591/2006) ilmoitusmenettely Sovelletaan tietyissä käyttökohteissa Lisätiedot KALKKIA MAAN STABILOINTIIN
KALKKIA MAAN STABILOINTIIN Vakaasta kallioperästä vakaaseen maaperään SMA Mineral on Pohjoismaiden suurimpia kalkkituotteiden valmistajia. Meillä on pitkä kokemus kalkista ja kalkin käsittelystä. Luonnontuotteena Lisätiedot UUMA2 KANSAINVÄLINEN SELVITYS NATHAN GAASENBEEK HELSINKI, 9.12.2013
UUMA2 KANSAINVÄLINEN SELVITYS NATHAN GAASENBEEK HELSINKI, 9.12.2013 Raporttiluonnos 2.12.2013 Kirjoittajat: Kata Kreft-Burman, Elli Laine, Aino Maijala, Tarja Niemelin, Nathan Gaasenbeek Lainsäädäntö, Lisätiedot Pohjanmaan UUMA2. Tienrakentamisen mahdollisuuksia. Ari Perttu
Pohjanmaan UUMA2 Tienrakentamisen mahdollisuuksia 24.4.2013 Perustienpito E-P ELYssä 47 M 50 45 40 35 30 25 Ylläpito Hoito 20 15 10 5 0 2012 2013 2014 2015 Kuva kaavio: Anders Östergård 2 Päällystysohjelman Lisätiedot Seinäjoen kaupunki, uusiomateriaalien käyttö maanrakentamisessa
Seinäjoen kaupunki, uusiomateriaalien käyttö maanrakentamisessa Uusimateriaalit maanrakentamisessa Etelä-Pohjanmaan UUMA2 -alueseminaari 21.4.2016 Kari Havunen, 20.4.2016 Uusiomateriaalien käyttö Seinäjoen Lisätiedot Keljonlahden voimalaitoksen tuhkien hyötykäyttö Keski-Suomessa - KL-Tuhka
Keljonlahden voimalaitoksen tuhkien hyötykäyttö Keski-Suomessa - KL-Tuhka Bioenergiasta elinvoimaa klusterin tulosseminaari Saarijärvellä 8.12.2010 Kirsi Korpijärvi, VTT 2 Keljonlahden voimalaitoksen tuhkien Lisätiedot Päätös Nro 44/2012/1 Dnro ESAVI/89/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2012
Etelä-Suomi Päätös Nro 44/2012/1 Dnro ESAVI/89/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Lisätiedot Maa- ja kiviainesalan ammatilliset erikoistumisopinnot (30 op) Tammikuu 2015 Joulukuu 2015
Maa- ja kiviainesalan ammatilliset erikoistumisopinnot (30 op) Tammikuu 2015 Joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi Maa- ja kiviainesalan ammatilliset Lisätiedot 1 Kevennyksen suunnittelun ja mitoituksen periaatteet
LIITE 1 1 Kevennyksen suunnittelun ja mitoituksen periaatteet 1.1 Suunnittelussa ja mitoituksessa huomioitavaa Kevennyksen suunnittelu edellyttää kohteen kokonaisuuden arviointia. Ennen mitoitusta kartoitetaan Lisätiedot ABSOILS-HANKE JA PÄÄKAUPUNKI- SEUDUN BETONIMURSKEOHJE
UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA PÄÄKAUPUNKISEUDUN UUMA2 ALUESEMINAARI ABSOILS-HANKE JA PÄÄKAUPUNKI- SEUDUN BETONIMURSKEOHJE Taavi Dettenborn / Ramboll Finland Oy ABSOILS PÄHKINÄNKUORESSA Aloitettu: Lisätiedot SISÄLLYS. N:o 586. Laki. yliopistolain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä heinäkuuta 2006 N:o 586 591 SISÄLLYS N:o Sivu 586 Laki yliopistolain muuttamisesta... 1749 587 Laki kirkkolain 1 luvun 3 :n muuttamisesta... Lisätiedot OKTO ERISTE PERUSTUSTEN JA PIHOJEN ROUTAERISTEENÄ
OKTO ERISTE PERUSTUSTEN JA PIHOJEN ROUTAERISTEENÄ 1 2 1. Johdanto OKTO eriste on sulasta ferrokromikuonasta vesijäähdytyksellä valmistettu CE merkinnän mukainen kiviainesmateriaali. Rakeisuudeltaan se Lisätiedot Uusiomateriaalien käyttö maarakentamisessa
Martti Eerola, fil.lis. Asiantuntija, Tieliikelaitos martti.eerola@tieliikelaitos.fi Materiaalien tarve maarakentamisessa Yhteiskunnan toiminta tukeutuu varsin vahvasti maaperän, kallioperän ja näistä Lisätiedot Alueellinen uusiomateriaalien edistämishanke, UUMA2 TURKU
Tehtävänä on huolehtia Turun alueen perusenergian tuotannosta taloudellisesti ja tehokkaasti monipuolisella tuotantokapasiteetilla. TSE:n omistavat Fortum (49,5%), Turku Energia (39,5%), Raision kaupunki Lisätiedot Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 2002. Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet
Opetusministeriö Liikuntapaikkajulkaisu 2002 Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla. Kuitutuhkarakenteet Esipuhe Tämä julkaisu on laadittu Urheilukentän perusparantaminen uusiomaarakennustekniikalla Lisätiedot Ruukin uusi paalu lujiin teräksiin perustuvat ratkaisut TkT Vesa Järvinen
Ruukin uusi paalu lujiin teräksiin perustuvat ratkaisut TkT Vesa Järvinen 1 www.ruukki.com Vesa Järvinen EXTERNAL 23/01/2014 Ruukin teräspaaluilla kokonaistaloudellisesti edullisimmat perustusratkaisut Lisätiedot Multimäki II rakennettavuusselvitys
Multimäki II rakennettavuusselvitys ERILLISLIITE 2 1 / 27 12.8.2014 1 (8) Multimäki II rakennettavuusselvitys TIE21218 Joensuun kaupunki SUUNNITTELUKOHDE Teemu Tapaninen 12.8.2014 Multimäki II rakennettavuusselvitys Lisätiedot UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA OHJELMA 2013-2017
UUSIOMATERIAALIT MAARAKENTAMISESSA INFRARAKENTAMISEN UUSI MATERIAALITEKNOLOGIA DEMONSTRAATIO-OHJELMA 2013-2017 TUOTEKEHITYS SUUNNITTELU -RAKENNUTTAMINEN 1 -ohjelman sisältö 2 UUMA-materiaalit maarakennuskäytössä Lisätiedot Sedimenttianalyysin tulokset
Liite 6 Sedimenttianalyysin tulokset Sedimenttinäytteet otettiin kokoomanäytteenä ruopattavista kohdista noin 1,2 metrin syvyyteen saakka. Näytteissä on mukana siis eloperäisen aineksen lisäksi pohjan Lisätiedot Jätteenpolttolaitosten pohjakuonat ja niiden käyttö tierakennuksessa KOKOEKO-seminaari 2016 Annika Sormunen
Jätteenpolttolaitosten pohjakuonat ja niiden käyttö tierakennuksessa 17.2.2016 KOKOEKO-seminaari 2016 Annika Sormunen Sisältö Jätteenpolton pohjakuona Kehityshanke Pohjakuonan käsittely Pohjakuonan mineraaliaineksen Lisätiedot Nro 53/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 29 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2006
LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 53/2006/3 Dnro LSY 2006 Y 29 Annettu julkipanon jälkeen 21.4.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi Suomen ympäristölupaviraston Vuosaaren satama alueen pilaantuneiden Lisätiedot Kaivannaisteollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttö
Kaivannaisteollisuuden sivuvirtojen hyötykäyttö Kaikki käyttöön Pohjois-Savossa -hanke (2013-2014) Akseli Torppa Geologian tutkimuskeskus (GTK) Sivukivihankkeen taustaa Kuva: Yaran Siilinjärven kaivos Lisätiedot IIKKA HYVÖNEN KUITUTUHKAN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS TEIDEN JA URHEILU- KENTTIEN PÄÄLLYSRAKENTEISSA. Diplomityö
IIKKA HYVÖNEN KUITUTUHKAN PITKÄAIKAISTOIMIVUUS TEIDEN JA URHEILU- KENTTIEN PÄÄLLYSRAKENTEISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Pauli Kolisoja Tarkastaja ja aihe hyväksytty Talouden ja rakentamisen tiedekuntaneuvoston Lisätiedot UUMA2. MARA- ja MASA-tilannekatsaus Tuotteistusohje (UUMA2) Liikuntapaikkaohje (UUMA2) Keski-Suomen UUMA2- alueseminaari
Keski-Suomen - alueseminaari MARA- ja MASA-tilannekatsaus Tuotteistusohje () Liikuntapaikkaohje () Marjo Ronkainen 23.9.2016 Jyväskylä Yleistä MARA- ja MASA-asetuksista Kaksi erillistä asetusta, joihin Lisätiedot Betonin korjausaineiden SILKOkokeet
TUTKIMUSRAPORTTI VTT-R-01277-14 Betonin korjausaineiden SILKOkokeet 2014 Kirjoittajat: Liisa Salparanta Luottamuksellisuus: Julkinen 2 (8) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tuoteryhmien koeohjelmat... Lisätiedot BETONIMURSKE Käyttöohje suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon
BETONIMURSKE 0 0 SISÄLTÖ 1. ESIPUHE... 1 2. KÄYTTÖKOHTEET JA GEOTEKNISET OMINAISUUDET... 1 2.1 Käyttökohteet... 1 2.2 Laatuvaatimukset... 2 2.3 en teknisiä ominaisuuksia... 2 2.4 kerroksen rakentaminen... Lisätiedot Puu- ja turvetuhkan hyötykäyttömahdollisuudet. FA Forest Oy Tuula Väätäinen
Puu- ja turvetuhkan hyötykäyttömahdollisuudet FA Forest Oy Tuula Väätäinen FA Forest Oy Perheyritys, henkilöstöä n. 15, liikevaihto n. 5 milj. Toimialana tuhkien käsittely ja hyötykäyttö sekä lannoituspalvelut Lisätiedot 21220 Eristyskerrokset ratarakenteissa. 21220.1 Ratarakenteen eristyskerroksen materiaalit
1/7 21220 Eristyskerrokset ratarakenteissa 21220.1 Ratarakenteen eristyskerroksen materiaalit 21220.1.1 Ratarakenteen eristyskerroksen materiaalit, yleistä Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti Lisätiedot Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa
Haasteet orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon toteuttamisessa Valtakunnalliset jätehuoltopäivät, Tampere, 7.10.2015 Ossi Tukiainen, Pohjois-Savon ELY-keskus 7.10.2015 1 Tavanomaisen jätteen kaatopaikka Lisätiedot Uutta liiketoimintaa jätteestä tuhkien modifiointi ja geopolymerisointi
Uutta liiketoimintaa jätteestä tuhkien modifiointi ja geopolymerisointi Tuhkasta timantteja Liiketoimintaa teollisista sivutuotteista ja puhtaasta energiasta Peittoon kierrätyspuisto -hanke Yyterin kylpylähotelli, Lisätiedot OMAKOTITALON POHJATYÖT. Maaperä ratkaisee mitä pohjatöitä tontilla pitää tehdä